<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MaterialList>
    <Material id="1" category="5" name="de:Porenbeton|en:Autoclaved Aerated Concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.095" rho="390" cT="1081" mu="7" w80="15.2838" wsat="700" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH|ru:Xella" productID=""/>
    <Material id="2" category="2" name="de:Verbundmörtel|en:Compound Mortar|it:Malta per stucchi e per incollaggio|ru:соединительный раствор" lambda="0.7" rho="1100" cT="850" mu="500" w80="9.7626" wsat="111" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Klebemörtel|en:Glue mortar|it:Malta adesiva|ru:склеивающий раствор" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID=""/>
    <Material id="3" category="5" name="de:Porenbeton|en:Aerated Concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.272" rho="360" cT="1081" mu="4.6" w80="55" wsat="864" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Auf Trass-Kalk-Basis|en:On trass-lime basis|it:A base di pozzopana-calce|ru:На основе трасса и извести, Кобленц/Средний Рейн Хойпль" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="4" category="5" name="de:Porenbeton|en:Aerated Concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.105" rho="390" cT="1081" mu="7.4" w80="21" wsat="871" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH|ru:Xella" productID=""/>
    <Material id="5" category="5" name="de:Porenbeton|en:Aerated Concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.105" rho="390" cT="1081" mu="9.9" w80="18" wsat="854" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH|ru:Ytong" productID=""/>
    <Material id="6" category="5" name="de:Porenbeton|en:Aerated Concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.1" rho="390" cT="1081" mu="7.4" w80="25" wsat="700" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="7" category="5" name="de:Porenbeton|en:Aerated Concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.112" rho="420" cT="1081" mu="8.9" w80="24" wsat="832" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID=""/>
    <Material id="8" category="5" name="de:Porenbeton|en:Aerated Concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.21" rho="600" cT="1081" mu="5.6" w80="28" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Auf Zementbasis|en:On cement basis|it:A base di cemento|ru:На цементной основе" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="9" category="13" name="de:Luftschicht 05 mm (horizontal)|en:Air gap 05 mm (horizontal)|it:Strato aria 05 mm (orizzontale)|ru:Слой воздуха 05 mm (горизонтально)" lambda="0.045" rho="1.3" cT="1050" mu="1" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 5 mm!|en:Only valid with a thickness of 5 mm!|it:Valori solo per uno spessore di 5 mm!|ru:Данные только для Толщины в 5 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="10" category="13" name="de:Luftschicht 10 mm (horizontal)|en:Air gap 10 mm (horizontal)|it:Strato d'aria 10 mm (orizzontale)|ru:Слой воздуха 10 mm (горизонтально)" lambda="0.067" rho="1.3" cT="1050" mu="1" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 10 mm!|en:Only valid with a thickness of 10 mm!|it:Valori solo per una larghezza di 10 mm!|ru:Данные только для Толщины в 10 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="11" category="13" name="de:Luftschicht 25 mm (horizontal)|en:Air gap 25 mm (horizontal)|it:Strato d'aria 25 mm (orizzontale)|ru:Слой воздуха 25 mm (горизонтально)" lambda="0.156" rho="1.3" cT="1050" mu="0.4" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 25 mm!|en:Only valid with a thickness of 25 mm!|it:Valori solo per uno spessore di 25 mm!|ru:Данные только для Толщины в 25 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="12" category="13" name="de:Luftschicht 50 mm (horizontal)|en:Air gap 50 mm (horizontal)|it:Strato d'aria 50 mm (orizzontale)|ru:Слой воздуха 50 mm (горизонтально)" lambda="0.313" rho="1.3" cT="1050" mu="0.2" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 50 mm!|en:Only valid with a thickness of 50 mm!|it:Valori solo per uno spessore di 50 mm!|ru:Данные только для Толщины в 50 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="13" category="13" name="de:Luftschicht 03 mm (vertikal)|en:Air gap 03mm (vertical)|it:Strato d'aria 03 mm (verticale)|ru:Слой воздуха 03 mm (вертикально)" lambda="0.03" rho="1.3" cT="1050" mu="1" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 3 mm!|en:Only valid with a thickness of 3 mm!|it:Valori solo per uno spessore di 3 mm!|ru:Данные только для Толщины в 3 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="14" category="13" name="de:Luftschicht 05 mm (vertikal)|en:Air gap 05mm (vertical)|it:Strato d'aria 05mm (verticale)|ru:Слой воздуха 05 mm (вертикально)" lambda="0.0455" rho="1.3" cT="1050" mu="1" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 5 mm!|en:Only valid with a thickness of 5 mm!|it:Valori soltonto per uno spessore di 5 mm!|ru:Данные только для Толщины в 5 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="15" category="13" name="de:Luftschicht 10 mm (vertikal)|en:Air gap 10mm (vertical)|it:Strato d'aria 10 mm (verticale)|ru:Слой воздуха 10 mm (вертикально)" lambda="0.067" rho="1.3" cT="1050" mu="1" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 10 mm!|en:Only valid with a thickness of 10 mm!|it:Valori solo per una larghezza di 10 mm!|ru:Данные только для Толщины в 10 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="16" category="13" name="de:Luftschicht 25 mm (vertikal)|en:Air gap 25mm (vertical)|it:Strato d'aria 25 mm (verticale)|ru:Слой воздуха 25 mm (вертикально)" lambda="0.138" rho="1.3" cT="1050" mu="0.4" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 25 mm!|en:Only valid with a thickness of 25 mm!|it:Valori solo per uno spessore di 25 mm!|ru:Данные только для Толщины в 25 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="17" category="13" name="de:Luftschicht 40 mm (vertikal)|en:Air gap 40 mm (vertical)|it:Strato d'aria 40 mm (verticale)|ru:Слой воздуха 40 mm (вертикально)" lambda="0.222" rho="1.3" cT="1050" mu="0.25" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 40 mm!|en:Only valid with a thickness of 40 mm!|it:Valori solo per uno spessore di 40 mm!|ru:Данные только для Толщины в 40 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="18" category="13" name="de:Luftschicht 50 mm (vertikal)|en:Air gap 50 mm (vertical)|it:Strato d'aria 50 mm (vertical)|ru:Слой воздуха 50 mm (вертикально)" lambda="0.278" rho="1.3" cT="1050" mu="0.2" w80="0.01" wsat="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werte nur für eine Dicke von 50 mm!|en:Only valid with a thickness of 50 mm!|it:Valori solo per uno spessore di 50 mm!|ru:Данные только для Толщины в 50 mm!" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="19" category="12" name="de:Aluminium-Folie|en:Aluminium Foil|it:Foglio d'alluminio|ru:Алюминивая фольга" lambda="235" rho="2800" cT="897" mu="10000" w80="1e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="20" category="2" name="de:Anhydrit-Fließestrich|en:Anhydrite Flowing Screed|it:Massetto a base di anidrite|ru:Ангидридные наливные полы" lambda="1.15" rho="2060" cT="900" mu="84" w80="18" wsat="253" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Knauf Gips KG|en:Knauf Gips KG|it:Knauf Gips KG|ru:Knauf Gips KG" productID="de:FE 50 Largo|en:FE 50 Largo|it:FE 50 Largo|ru:FE 50 Largo"/>
    <Material id="21" category="2" name="de:Ansetzmörtel SLP|en:Attachment mortar SLP|it:Malta minerale adesiva SLP + iQ-Fix|ru:Установочный раствор SLP + iQ-Fix" lambda="0.496833" rho="1313.35" cT="862.934" mu="18.7486" w80="62.065" wsat="288.432" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, creato dal MaterialGenerator Version 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID=""/>
    <Material id="22" category="7" name="de:Asbestzement-Platten (rho=800)|en:Asbestos Cement Board (rho=800)|it:Pannelli di fibrocemento (Eternit, rho=800)|ru:Пластины из асбестового цемента" lambda="0.223" rho="800" cT="900" mu="14" w80="34" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="23" category="7" name="de:Asbestzement-Platten (rho=1100)|en:Asbestos Cement Board (rho=1100)|it:Pannelli di fibrocemento (Eternit, rho=1100)|ru:Пластины из асбестового цемента" lambda="0.578" rho="1100" cT="900" mu="94" w80="135" wsat="320" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="24" category="12" name="de:Asphalt|en:Asphalt|it:Asfalto|ru:Асфальт" lambda="0.701" rho="2000" cT="900" mu="100000" w80="0.8" wsat="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dicke|en:Thickness|it:Spessore|ru:Толщина 70 mm" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="25" category="12" name="de:Bitumendachbahn|en:Bitumen Roof Sheeting|it:Cartongesso con bitume|ru:Битумный рубероид" lambda="0.41" rho="1650" cT="900" mu="40000" w80="1e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mit Glasflies|en:With Glass Fibre Membrane|it:Con membrana a fibra di vetro|ru:Со стеклянными волокнами" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="26" category="12" name="de:Bitumendachbahn|en:Bitumen Roof Sheeting|it:Cartongesso con bitume|ru:Битумный рубероид" lambda="0.45" rho="1720" cT="900" mu="35000" w80="1e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="28" category="12" name="de:Bitumen|en:Bitumen|it:Bitume|ru:Битум" lambda="0.145" rho="1200" cT="2000" mu="15000" w80="0.0137173" wsat="2.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="29" category="5" name="de:Hochofen-Schlackenbeton|en:Blast-furnace Slag Concrete|it:Calcestruzzo loppo di altoforno|ru:Бетон из  шлаково доменного щебня" lambda="0.241" rho="1000" cT="900" mu="6.5" w80="30" wsat="639" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="30" category="5" name="de:Hochofen-Schlackenbeton|en:Blast-furnace Slag Concrete|it:Calcestruzzo loppo di altoforno|ru:Бетон из  шлаково доменного щебня" lambda="0.315" rho="1300" cT="900" mu="8" w80="40" wsat="531" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="31" category="5" name="de:Hochofen-Schlackenbeton|en:Blast-furnace Slag Concrete|it:Calcestruzzo loppo di altoforno|ru:Бетон из  шлаково доменного щебня" lambda="0.469" rho="1600" cT="900" mu="10" w80="50" wsat="422" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="32" category="5" name="de:Hochofen-Schlackenbeton|en:Blast-furnace Slag Concrete|it:Calcestruzzo loppo di altoforno|ru:Бетон из  шлаково доменного щебня" lambda="0.711" rho="1900" cT="900" mu="14" w80="40" wsat="314" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="33" category="3" name="de:Vollziegel Bernhard|en:Brick Bernhard|it:Mattone pieno Bernhard|ru:Кирпич полнотелый Bernhard" lambda="1" rho="2060" cT="1000" mu="19" w80="0.919414" wsat="230" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Aus DFG-Salzprojekt|en:From DFG founded project|it:Dal progetto DFG / Deutsche Forschungsgemeinschaft|ru:Из солевого проекта немецкогo научно-исследовательскогo сообществa" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="35" category="2" name="de:Dämmunterputz|en:Build-in Insulation Plaster|it:Rinzaffo coibente|ru:Нижний слой звукоизоляционной штукатурки" lambda="0.415" rho="1130" cT="900" mu="11" w80="86" wsat="557" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix|ru:TUBAG / quickmix" productID=""/>
    <Material id="38" category="6" name="de:Calciumsilikatplatte|en:Calcium Silicate Panel|it:Pannello in calciosilicato|ru:Пластина из силиката кальция" lambda="0.064" rho="365" cT="900" mu="4.6" w80="8" wsat="950" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:SLP 25 N (25mm), SLP 30 N (30mm), SLP 50 N (50mm)|en:SLP 25 N (25mm), SLP 30 N (30mm), SLP 50 N (50mm)|it:SLP 25 N (25mm), SLP 30 N (30mm), SLP 50 N (50mm)" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID="de:SLP N|en:SLP N|it:SLP N|ru:SLP N"/>
    <Material id="39" category="6" name="de:Calciumsilikatplatte|en:Calcium Silicate Board|it:Pannello in calciosilicato|ru:Пластина из силиката кальция" lambda="0.067" rho="225" cT="900" mu="2.5" w80="25" wsat="910" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="de:Skamol|en:Skamol|it:Skamol|ru:Skamol" productID="de:Casiplus|en:Casiplus|it:Casiplus|ru:Casiplus"/>
    <Material id="40" category="6" name="de:Calciumsilikatplatte|en:Calcium Silicate Board|it:Pannello in calciosilicato|ru:Пластина из силиката кальция" lambda="0.063" rho="300" cT="1158" mu="4.6" w80="46" wsat="841" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="de:redstone GmbH|en:redstone GmbH|it:redstone GmbH|ru:Redstone" productID="de:Masterclima|en:Masterclima|it:Masterclima|ru:Masterklima"/>
    <Material id="41" category="6" name="de:Calciumsilikatplatte|en:Calcium Silicate Board|it:Pannello in calciosilicato|ru:Пластина из силиката кальция" lambda="0.076" rho="280" cT="1158" mu="4.5" w80="18" wsat="888" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:pH-Wert 10,5|en:PH-value 10.5|it:pH 10,5" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="de:Getifix GmbH|en:Getifix GmbH|it:Getifix GmbH|ru:Getifix" productID="de:GETIFIX Klimaplatte|en:GETIFIX Climate Board|it:GETIFIX Klimaplatte, pannello isolante"/>
    <Material id="42" category="6" name="de:Calciumsilikatplatte|en:Calcium Silicate Board|it:Pannello in calciosilicato|ru:Пластина из силиката кальция" lambda="0.06" rho="290" cT="1158" mu="6" w80="50" wsat="890" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="de:epasit GmbH Spezialbaustoffe|en:epasit GmbH Spezialbaustoffe|it:epasit GmbH|ru:Epasit" productID="de:epatherm etp|en:epatherm etp|it:epatherm etp"/>
    <Material id="44" category="6" name="de:Schaumglas|en:Cellular Glass|it:Vetro cellulare|ru:Пористое стекло" lambda="0.055" rho="130" cT="850" mu="10000" w80="0.0015" wsat="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Aus Eichler und Arndt|en:From 'Eichler und Arndt'|it:Da Eichler e Arndt|ru:Из книги авторов Eichler и Arndt" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="46" category="2" name="de:Zementestrich|en:Cement Flooring|it:Massetto in cemento|ru:Бесшовные полы из цемента" lambda="1.4" rho="2000" cT="850" mu="25" w80="26" wsat="196" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="47" category="2" name="de:Zementputz (innen)|en:Cement Plaster (interior)|it:Intonaco di cemento (d'interno)|ru:Цементная штукатурка (внутри)" lambda="0.91" rho="1900" cT="850" mu="25" w80="25" wsat="242" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für Innenbereich|en:For Interior|it:Per d'interni|ru:Для внутреннего помещения" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="48" category="2" name="de:Zementputz|en:Cement Plaster|it:Intonaco di cemento|ru:Цементная штукатурка" lambda="0.93" rho="1900" cT="850" mu="25" w80="25" wsat="190" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="49" category="11" name="de:Keramik und Glasmosaik|en:Ceramics And Glass Mosaic|it:Ceramica e mosaico di vetro|ru:Керамика и стеклянная мозаика" lambda="0.8" rho="2620" cT="900" mu="100000" w80="0.0015" wsat="8" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:ohne Mörtel|en:without mortar|it:senza malta|ru:без строительного раствора" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="50" category="2" name="de:Lehmmörtel (hist.)|en:Clay Mortar (hist.)|it:Malta d'argilla (storico)|ru:глиняный строительный раствор (ист.)" lambda="0.7" rho="1570" cT="1000" mu="11" w80="51" wsat="407" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="51" category="2" name="de:Lehmputz|en:Clay Plaster|it:Intonaco d'argilla|ru:Глиняная штукатурка" lambda="0.79" rho="1700" cT="1000" mu="15" w80="20" wsat="320" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="53" category="3" name="de:Klinkerziegel|en:Clincker Brick|it:Mattone clinker|ru:Клинкер" lambda="0.9" rho="2100" cT="900" mu="31" w80="3" wsat="187" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="55" category="5" name="de:Beton|en:Concrete|it:Calcestruzzo|ru:Бетон" lambda="1.9" rho="2300" cT="900" mu="76" w80="57" wsat="175" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Unverdichtet|en:Uncompacted|it:Non compresso|ru:Не уплотненный" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="56" category="5" name="de:Beton|en:Concrete|it:Calcestruzzo|ru:Бетон" lambda="2.1" rho="2400" cT="900" mu="110" w80="59" wsat="136" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="57" category="5" name="de:Beton|en:Concrete|it:Calcestruzzo|ru:Бетон" lambda="2.3" rho="2500" cT="900" mu="119" w80="60" wsat="107" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="59" category="8" name="de:Nadelholz|en:Coniferous Wood|it:Legni di conifere|ru:Древесина хвойных пород" lambda="0.13" rho="550" cT="2100" mu="69" w80="90" wsat="627" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="60" category="13" name="de:Kupfer|en:Copper|it:Rame|ru:Медь" lambda="370" rho="9000" cT="385" mu="200000" w80="1.5e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="61" category="6" name="de:Korkplatte|en:Cork Board|it:Pannello di sughero|ru:Пробковая пластина" lambda="0.053" rho="110" cT="1600" mu="29" w80="10" wsat="957" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:Kork-Dämm-Platte (EKP)|en:Kork-Dämm-Platte (EKP)|it:Thermokork"/>
    <Material id="62" category="6" name="de:Kork|en:Cork|it:Sughero|ru:Пробка" lambda="0.052" rho="150" cT="1600" mu="17" w80="21" wsat="920" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Expandiert|en:Expanded|it:Espanso|ru:Расширенная" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="63" category="6" name="de:Kork|en:Cork|it:Sughero|ru:Пробка" lambda="0.052" rho="150" cT="1600" mu="28" w80="21" wsat="905" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Expandiert und hydrophobiert|en:Expanded and hydrophobed|it:Espanso ed impermeabilizzato|ru:Расширенная и водоупорная" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="64" category="3" name="de:Kieselgurstein-Ziegel|en:Diatomite Brick|it:Mattone di diatomite|ru:Кирпич кизельгур" lambda="0.307" rho="970" cT="900" mu="15" w80="128" wsat="634" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mauerwerksteine für Innendämmung|en:Brick For Interior Insulation|it:Mattoni per isolamento termico d'interno|ru:Каменная кладка для изоляции внутренних помещений" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID=""/>
    <Material id="66" category="2" name="de:Ansetzmörtel SLP  (FKA)|en:Attachment Mortar SLP (FKA)|it:Malta minerale adesiva SLP (FKA)|ru:Установочный раствор SLP  (FKA)" lambda="0.9" rho="1516.2" cT="850" mu="30.3266" w80="78.8544" wsat="248" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID="de:adhesive_FKA|en:adhesive_FKA|it:adhesive_FKA|ru:adhesive_FKA"/>
    <Material id="67" category="2" name="de:Fliesenkleber|en:Tile Adhesive|it:Collante per piastrelle|ru:Клей для керамической плитки" lambda="0.9" rho="1503.2" cT="850" mu="30.2339" w80="78.372" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID="de:FKB|en:FKB|it:FKB|ru:adhesive_FKB"/>
    <Material id="69" category="2" name="de:Fließestrich|en:Floating Floor Screed|it:Massetto scorrente|ru:Hаливные полы" lambda="1.4" rho="2060" cT="850" mu="25" w80="17.9" wsat="265" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:Maxit Baustoffwerke GmbH|ru:Maxit" productID=""/>
    <Material id="70" category="6" name="de:Schaumglas|en:Foamglas|it:Vetro cellulare|ru:Пористое стекло" lambda="0.045" rho="140" cT="850" mu="700000" w80="1.10726" wsat="950" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="72" category="13" name="de:Glas|en:Glass|it:Vetro|ru:Стекло" lambda="0.8" rho="2400" cT="1000" mu="200000" w80="1.5e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Spiegelglas und Fensterglas|en:Plate and sheet glass|it:Vetro per specchi e vetro per finestre|ru:Зеркальное и оконное стекло" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="74" category="2" name="de:Klebemörtel (für Calciumsilikatplatte)|en:Glue Mortar (For Climate Board)|it:Malta collante (per pannelli in calciosilicato)|ru:Склеивающий строительный раствор (для плит из силиката кальция)" lambda="0.93" rho="1800" cT="815" mu="35" w80="79" wsat="257" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID=""/>
    <Material id="75" category="2" name="de:Ansetzmörtel SLP|en:Fixing Mortar SLP|it:Malta minerale adesiva SLP|ru:Установочный раствор SLP" lambda="0.93" rho="1400" cT="900" mu="35" w80="79" wsat="257" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:zum Verkleben der Schimmelsanierplatte SLP, alte Daten|en:as glue mortar for mould renovation board SLP|it:per incollare il pannello per risanamento SLP / Schimmelsanierplatte SLP" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID="de:Ansetzmörtel SLP|en:Ansetzmörtel SLP|it:Malta minerale adesiva SLP"/>
    <Material id="77" category="2" name="de:Klebemörtel (für Mineraldämmplatte)|en:Glue Mortar (for Mineral Insulation Board)|it:Malta collante (per pannelli termoisolanti minerali)|ru:Склеивающий строительный раствор (Для минеральной изоляционной плиты)" lambda="0.155" rho="830" cT="815" mu="13" w80="52.2" wsat="540" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Klebemörtel für Mineraldämmplatte Multipor (Fa. Xella)|en:Glue Mortar For Mineral Insulation Board Multipor (Xella)|it:Malta collante per pannelli termoisolanti minerali (Xella)|ru:Склеивающий строительный раствор для минеральной изоляционной плиты Multipor (Xella)" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH|ru:Xella" productID=""/>
    <Material id="78" category="4" name="de:Granit|en:Granite|it:Granito|ru:Гранит" lambda="3.5" rho="2550" cT="700" mu="1000" w80="0.15" wsat="9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="79" category="7" name="de:Gipskartonplatte|en:Gypsum Board|it:Pannello in cartongesso|ru:Гипсокартонная плита" lambda="0.21" rho="730" cT="900" mu="6.8" w80="8" wsat="440" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Rigips|en:Rigips|it:Rigips|ru:Rigips" productID=""/>
    <Material id="80" category="7" name="de:Gipskartonplatte|en:Gypsum Board|it:Pannello in cartongesso|ru:Гипсокартонная плита" lambda="0.24" rho="850" cT="900" mu="8" w80="18" wsat="400" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="81" category="7" name="de:Gipskartonplatte|en:Gypsum Board|it:Pannello in cartongesso|ru:Гипсокартонная плита" lambda="0.2" rho="850" cT="850" mu="10" w80="7.16649" wsat="551" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="82" category="2" name="de:Gipsputz|en:Gypsum Plaster|it:Intonaco a base di gesso|ru:Гипсовая штукатурка" lambda="0.28" rho="910" cT="900" mu="5.5" w80="2" wsat="575" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mischungsverhältnis Gips/Wasser|en:Mixing Ratio Gypsum/Water|it:Proporzione di miscela gesso/acqua|ru:Соотношение гипс/вода" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|en:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|it:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|ru:quick-mix" productID=""/>
    <Material id="83" category="2" name="de:Gipsputz|en:Gypsum Plaster|it:Intonaco a base di gesso|ru:Гипсовая штукатурка" lambda="0.52" rho="1100" cT="900" mu="8" w80="8" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="84" category="2" name="de:Gipsputz|en:Gypsum Plaster|it:Intonaco a base di gesso|ru:Гипсовая штукатурка" lambda="0.44" rho="1240" cT="900" mu="7.4" w80="3" wsat="421" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mischungsverhältnis Gips/Wasser|en:Mixing Ratio Gypsum/Water|it:Proporzione di miscela gesso/acqua|ru:Соотношение гипс/вода" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|en:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|it:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|ru:quick-mix" productID=""/>
    <Material id="85" category="2" name="de:Gipsputz|en:Gypsum Plaster|it:Intonaco a base di gesso|ru:Гипсовая штукатурка" lambda="0.531" rho="1300" cT="900" mu="8" w80="20" wsat="441" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="86" category="2" name="de:Kontakt Dämm Mörtel|en:Contact Insulation Mortar|it:Termointonaco|ru:Контактно изолирующий раствор" lambda="0.113167" rho="528.721" cT="1031.55" mu="47.9008" w80="20.8454" wsat="780" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sackware (trocken), für kapillar-aktive Ankopplung;Proben Id Ce_C|en:Bag ware (dry), capillar active glue mortar|it:Merce in sacchi (secco), per adesione attiva in modo capillare, campioni Id Ce_C|ru:Товар в мешке (сухой)" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:Contact-Dämm-Mörtel (CDM)|en:Contact-Insulation-Mortar (CDM)|it:Contact-Dämm-Mörtel (CDM), malta isolante a contatto|ru:CDM MatC"/>
    <Material id="87" category="2" name="de:Kontakt Dämm Mörtel|en:Contact Insulation Mortar|it:Termointonaco|ru:Контактно изолирующий раствор" lambda="0.187333" rho="726.484" cT="959.373" mu="61.9905" w80="19.348" wsat="715.86" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Eimerware, Kapillar-aktive Anbindung für MW-Wärmedämmlehm;Proben Id Ce_E|en:Bucket ware|it:Merce a secchio, adesione attiva in modo capillare per l'isolante termico argilla|ru:Капилярно-активная привязка для теплоизоляционной глины из минеральной ваты, продукт в ведре" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:Mat E|en:Mat E|it:Mat E|ru:Mat E"/>
    <Material id="88" category="2" name="de:Lehmkleber|en:Loam Cement|it:Collante in argilla|ru:Глиняная клейковина" lambda="0.19" rho="700" cT="1000" mu="65" w80="11.2" wsat="554" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Kapilar aktive Anbindung für MW-Wärmedämmlehm|en:Capillar active adhesive for insulation clay|it:Adesione attiva in modo capillare per l'argilla termoisolante|ru:Капилярно-активная привязка для теплоизоляционной глины из минеральной ваты" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID="de:Lehmkleber|en:Loam glue mortar|it:Collante in argilla|ru:KAP I"/>
    <Material id="89" category="2" name="de:Klebemörtel II|en:Glue Mortar II|it:Malta adesiva II|ru:склеивающий раствор II" lambda="0.1395" rho="561.33" cT="1316.38" mu="10.8463" w80="10.8053" wsat="660" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Lehm_Kieselgurbasis|en:based on loam and diatomite|it:A base di argilla_diatomite|ru:Глиняно_кизельгурная основа" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:KAP2|en:KAP2|it:KAP2|ru:KAP2"/>
    <Material id="90" category="2" name="de:Klebemörtel I|en:Glue Mortar I|it:Malta adesiva I|ru:склеивающий раствор I" lambda="0.190333" rho="707.088" cT="944.743" mu="15.1339" w80="11.7934" wsat="553.8" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Lehm_Kieselgurbasis|en:based on loam and diatomite|it:A base di argilla_diatomite|ru:Глиняно_кизельгурная основа" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:KAP1|en:KAP1|it:KAP1|ru:KAP1"/>
    <Material id="92" category="3" name="de:Hartbrandziegel|en:Hard-burnt Brick|it:Mattone in cotto duro|ru:Сильно обожженный кирпич" lambda="0.7" rho="1750" cT="900" mu="23" w80="9" wsat="343" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="93" category="3" name="de:Hart-Graubrandziegel|en:Hard-grey-burnt Brick|it:Mattone in cotto grigio-duro|ru:Сильно обожженный серый кирпич" lambda="0.75" rho="1700" cT="900" mu="9" w80="5" wsat="289" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="94" category="3" name="de:Hart-Graubrandziegel|en:Hard-grey-burnt Brick|it:Mattone in cotto grigio-duro|ru:Сильно обожженный серый кирпич" lambda="0.8" rho="1900" cT="900" mu="14" w80="6" wsat="255" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="95" category="8" name="de:Hartholz|en:Hardwood|it:Legno duro|ru:Древесина твердых пород" lambda="0.201" rho="700" cT="2100" mu="180" w80="75" wsat="549" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="96" category="3" name="de:Altbauziegel (Rand)|en:Historical Brick (edge)|it:Mattone esistente (margine)|ru:Исторический кирпич (кромка)" lambda="0.996" rho="1980" cT="834" mu="168" w80="2.79599" wsat="241" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Randschicht, µ-Wert gemessen (Aw Wert nicht)|en:surface layer, µ-value measured, Aw not measured|it:Strato marginale, valore-µ misurato (Aw non misurato)|ru:Крайний слой, значение µ измеренно (значение Aw нет)" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="97" category="3" name="de:Altbauziegel (Cluster 4)|en:Historical Brick (Cluster 4)|it:Mattone esistente (Cluster 4)|ru:Исторический кирпич (Кластер 4)" lambda="0.8" rho="1710" cT="1000" mu="8.3" w80="4.77234" wsat="319" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Aus Dresden|en:From Dresden|it:Da Dresda|ru:Из Дрездена" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="100" category="3" name="de:Altbauziegel|en:Historical Brick|it:Mattone esistente|ru:Исторический кирпич" lambda="0.8" rho="1710" cT="900" mu="8.3" w80="5" wsat="319" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="101" category="3" name="de:Altbauziegel|en:Historical Brick|it:Mattone esistente|ru:Исторический кирпич" lambda="0.842" rho="1720" cT="900" mu="9" w80="15" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="102" category="3" name="de:Altbauziegel|en:Historical Brick|it:Mattone esistente|ru:Исторический кирпич" lambda="0.705" rho="1810" cT="900" mu="10" w80="1" wsat="318" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:&quot;Academic Brick&quot; aus dem HAMSTAD Projekt|en:Academic Brick from HAMSTAD project|it:Mattone &quot;Academic Brick&quot; dal progetto HAMSTAD|ru:Акедемический кирпич" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="104" category="3" name="de:Altbauklinker-Randschicht|en:Historical Clincker-Surface|it:Clinker esistente-strato marginale|ru:Исторический клинкер крайний слой" lambda="1" rho="2050" cT="900" mu="168" w80="3" wsat="164" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Gesinterte Randschicht des Altbauklinkers aus Dresden (105)|en:Sintered surface of clincker, from Dresden (105)|it:Strato marginale del clinker con concrezioni, da Dresda (105)|ru:Спёкшийся крайний слой клинкера, из Дрездена" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="105" category="3" name="de:Altbauklinker|en:Historical Clincker|it:Clinker (laterizio) esistente|ru:Исторический клинкер" lambda="0.995" rho="1980" cT="900" mu="45" w80="4" wsat="241" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aus Dresden|en:from Dresden|it:Da Dresda|ru:из Дрездена" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="108" category="6" name="de:Wärmedämmlehm|en:Insulating Clay|it:Argilla termoisolante|ru:Теплоизоляционная глина" lambda="0.094" rho="300" cT="803" mu="6.8" w80="22" wsat="887" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:B1 Holz (H)|en:B1 Holz (H)|it:B1 Holz (H), legno|ru:B1 Holz (H)"/>
    <Material id="109" category="6" name="de:Wärmedämmlehm|en:Insulating Clay|it:Argilla termoisolante|ru:Теплоизоляционная глина" lambda="0.075" rho="320" cT="803" mu="14" w80="9" wsat="887" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:B1 Polystyrol (P)|en:B1 Polystyrol (P)|it:B1 polistirolo (P)|ru:B1 Polystyrol (P)"/>
    <Material id="111" category="6" name="de:Wärmedämmlehm|en:Insulating Clay|it:Argilla termoisolante|ru:Теплоизоляционная глина" lambda="0.136" rho="480" cT="803" mu="8.8" w80="3" wsat="815" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID="de:A2 Blähton (B)|en:A2 Expanded Clay (B)|it:A2 argilla espansa (B)|ru:A2 Blähton (B)"/>
    <Material id="112" category="2" name="de:Anbindung Fachwerkwärmedämmlehm|en:Adhesive Clay Mortar|it:Adesione argilla termoisolante per struttura a graticcio|ru:Соединение теплоизоляционная глина фахверк" lambda="0.19" rho="710" cT="900" mu="15" w80="17" wsat="554" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID=""/>
    <Material id="113" category="5" name="de:Isolierbeton|en:Insulation Concrete|it:Calcestruzzo isolante|ru:Изоляционный бетон" lambda="0.188" rho="500" cT="900" mu="5" w80="23" wsat="811" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="114" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Mauerwerk (Kork)|en:Insulation Loam (Corc)|it:Argilla termoisolante per muratura (sughero)|ru:Теплоизоляционная глина для каменной кладки (пробка)" lambda="0.08" rho="370" cT="1000" mu="11" w80="34.5127" wsat="862" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für MAUERWERK - Stampflehm|en:For masonry - rammed earth|it:Per MURATURA - terra cruda battuta|ru:Для КАМЕННОЙ КЛАДКИ - уплотненная глина" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID=""/>
    <Material id="116" category="2" name="de:Wärmedämmputz|en:Insulation Plaster|it:Intonaco termoisolante|ru:Теплоизоляционная штукатурка" lambda="0.071" rho="500" cT="850" mu="10" w80="7" wsat="82" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="118" category="3" name="de:Isolierstein|en:Insulation Stone|it:Pietra isolante|ru:Изоляционный кирпич" lambda="0.314" rho="1000" cT="900" mu="21" w80="32" wsat="280" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="120" category="2" name="de:iQ-Fill|en:iQ-Fill|it:iQ-Fill|ru:iQ-Fill" lambda="0.479" rho="1270" cT="900" mu="14" w80="16.6" wsat="520" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID=""/>
    <Material id="122" category="2" name="de:iQ-Top|en:iQ-Top|it:iQ-Top|ru:iQ-Top" lambda="0.111" rho="630" cT="900" mu="12" w80="14.6" wsat="760" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Innenputz für iQ-Therm|en:Inside plaster for IQ-Therm|it:Intonaco per d'interni per iQ-Therm" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID=""/>
    <Material id="123" category="2" name="de:CaSi-Kleber leicht|en:CaSi adhesive mortar (light)|it:CaSi - malta adesiva (leggero)|ru:Легкий клей Casi" lambda="0.216" rho="820.033" cT="1306.6" mu="18.9365" w80="139.355" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:siehe auch 406|en:see 406|it:vedi anche 406" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Schommer Systembaustoffe GmbH|en:Schommer Systembaustoffe GmbH|it:Schommer Systembaustoffe GmbH|ru:Schommer Systembaustoffe GmbH" productID="de:CAKLe_orginal Schomburg|en:CAKLe_orginal Schomburg|it:CAKLe_orginal Schomburg|ru:CAKLe_orginal Schomburg"/>
    <Material id="124" category="2" name="de:Klimaputz (Handputz)|en:Climate plaster|it:Intonaco isolante (per applicazione manuale)|ru:Климатическая штукатурка (ручная штукатурка)" lambda="0.55" rho="1291.45" cT="727.21" mu="17.6852" w80="90.2161" wsat="510" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id HT_KP|en:Sample ID HT_KP|it:Id campioni HT_KP" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix|ru:TUBAG / quickmix" productID="de:KP01|en:KP01|it:KP01|ru:KP01"/>
    <Material id="125" category="2" name="de:Klimaputz|en:Climate plaster|it:Intonaco isolante|ru:Климатическая штукатурка" lambda="0.1685" rho="844.097" cT="808.822" mu="8.84084" w80="43.9164" wsat="397" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben-Id QM_KP|en:Sample ID QM_KP|it:Id campioni QM_KP" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|en:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|fr:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|it:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|ru:QuickMix" productID="de:MKK|en:MKK|it:MKK|ru:MKK"/>
    <Material id="126" category="5" name="de:Magerbeton|en:Lean Concrete|it:Calcestruzzo magro|ru:Тощий бетон" lambda="1.7" rho="2200" cT="900" mu="62" w80="55" wsat="193" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Unverdichtet ohne Armierung|en:Uncompacted Without Steel|it:Non compresso senza armatura|ru:Не уплотненний и не армированный" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="127" category="5" name="de:Magerbeton|en:Lean Concrete|it:Calcestruzzo magro|ru:Тощий бетон" lambda="2.2" rho="2400" cT="900" mu="91" w80="59" wsat="141" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Verdichtet ohne Armierung|en:Compacted Without Steel|it:Compresso senza armatura|ru:уплотненный и не армированный" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="128" category="2" name="de:Lehmmörtel (historisch)|en:Clay Mortar (historical)|it:Malta d'argilla (storico)|ru:глиняный строительный раствор (исторический)" lambda="0.5815" rho="1567.77" cT="488.389" mu="11.3684" w80="38.6366" wsat="405" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="" productID="de:LMH_fm|en:LMH_fm|it:LMH_fm|ru:LMH_fm"/>
    <Material id="129" category="7" name="de:Holzwolle-Magnesitplatte|en:Light-weight Wood Wool Magnesite Board|it:Pannello in lana di legno e magnesite|ru:Плита из древесной шерсти и магнезита" lambda="0.138" rho="450" cT="1470" mu="5.9" w80="90" wsat="700" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="130" category="2" name="de:Leichttonmörtel|en:Light Clay Mortar|it:Malta d'argilla leggera|ru:Строительной раствор из легкой глины" lambda="0.23" rho="900" cT="1000" mu="30" w80="16.2" wsat="450" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)|ru:Bayosan - Baumit" productID=""/>
    <Material id="131" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=200)|en:Lightweight Concrete (rho=200)|it:Calcestruzzo leggero (rho=200)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="0.114" rho="200" cT="900" mu="2.8" w80="4" wsat="920" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="132" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=300)|en:Lightweight Concrete (rho=300)|it:Calcestruzzo leggero (rho=300)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="0.171" rho="300" cT="900" mu="3.5" w80="6" wsat="890" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="133" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=500)|en:Lightweight Concrete (rho=500)|it:Calcestruzzo leggero (rho=500)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="0.245" rho="500" cT="900" mu="4.5" w80="9" wsat="810" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="134" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=700)|en:Lightweight Concrete (rho=700)|it:Calcestruzzo leggero (rho=700)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="0.33" rho="700" cT="900" mu="5.5" w80="12" wsat="750" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="135" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=1000)|en:Lightweight Concrete (rho=1000)|it:Calcestruzzo leggero (rho=1000)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="0.5" rho="1000" cT="900" mu="6.5" w80="18" wsat="640" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="136" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=1300)|en:Lightweight Concrete (rho=1300)|it:Calcestruzzo leggero (rho=1300)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="0.8" rho="1300" cT="900" mu="7.5" w80="23" wsat="540" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="137" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=1600)|en:Lightweight Concrete (rho=1600)|it:Calcestruzzo leggero (rho=1600)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="1.2" rho="1600" cT="900" mu="8" w80="32" wsat="430" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="138" category="5" name="de:Beton mit Leichtzuschlägen (rho=1900)|en:Lightweight Concrete (rho=1900)|it:Calcestruzzo leggero (rho=1900)|ru:Бетон с легкими заполнителями" lambda="1.4" rho="1900" cT="900" mu="13" w80="42" wsat="320" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="139" category="2" name="de:Leichttonmörtel|en:Lightweight-clay mortar|it:Malta d'argilla alleggerita|ru:Строительной раствор из легкой глины" lambda="0.357" rho="1150" cT="1000" mu="28" w80="88" wsat="240" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wahrscheinlich neue Produktlinie|en:Possibly new product line|it:Probabilmente nuova linea prodotti|ru:Вероятно новая линия продуктов" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)|ru:Bayosan - Baumit" productID=""/>
    <Material id="140" category="2" name="de:Leichtlehmmörtel|en:Lightweight-clay_mortar|it:Malta d'argilla alleggerita|ru:Строительной раствор из легкой глины" lambda="0.561" rho="1200" cT="1000" mu="18" w80="15" wsat="226" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="141" category="2" name="de:Kalkzementmörtel|en:Lime Cement Mortar|it:Malta cementizia a base di calce|ru:Известково-цементный раствор" lambda="0.225" rho="1020" cT="900" mu="6.2" w80="42" wsat="445" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="142" category="2" name="de:Kalkzementmörtel|en:Lime Cement Mortar|it:Malta cementizia a base di calce|ru:Известково-цементный раствор" lambda="1.02" rho="1850" cT="900" mu="31" w80="48" wsat="208" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mischungsverhältnis Kalkzement/Wasser|en:Mixing Ratio Lime Cement/Water|it:Proporzione di miscela cemento calce/acqua|ru:Соотношение известковое вяжущее/вода" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|en:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|it:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|ru:quick-mix" productID="de:Kalk-Zement-Putzmörtel K 05|en:Lime-Cement-Plaster K 05|it:Malta intonaco di cemento calce K 05"/>
    <Material id="143" category="2" name="de:Kalkzementmörtel|en:Lime Cement Mortar|it:Malta cementizia a base di calce|ru:Известково-цементный раствор" lambda="0.7" rho="1570" cT="1000" mu="11" w80="25.1723" wsat="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="144" category="2" name="de:Kalkzementputz (leicht)|en:Cement Lime Plaster (lightweight)|it:Intonaco di cemento calce (peso leggero)|ru:Известково-цементная штукатурка (легкая)" lambda="0.24" rho="1020" cT="900" mu="6.1" w80="29" wsat="445" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Wietersdorfer Peggauer Zementwerke|en:Wietersdorfer Peggauer Zementwerke|it:Wietersdorfer Peggauer Zementwerke|ru:Wietersdorfer Peggauer Zementwerke" productID=""/>
    <Material id="145" category="2" name="de:Kalkzementputz|en:Lime Cement Plaster|it:Intonaco di cemento calce" lambda="0.55" rho="1270" cT="960" mu="12" w80="59.6" wsat="450" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Innen und außen, auch für feuchtes und salzgeschädigtes Mauerwerk|en:Inside and outside, for moist and salt containing masonry|it:Interno ed esterno, anche per murature umide e saline" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Hydroment GmbH|en:Hydroment GmbH|it:Hydroment GmbH|ru:Hydroment" productID="de:Transputz SG|en:Transputz SG|it:Transputz SG|ru:Transputz SG"/>
    <Material id="146" category="2" name="de:Kalkzementputz|en:Lime Cement Plaster|it:Intonaco di cemento calce|ru:Известково-цементная штукатурка" lambda="0.8" rho="1900" cT="900" mu="15" w80="53" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="147" category="2" name="de:Kalkzementputz|en:Cement Lime Plaster|it:Intonaco di cemento calce|ru:Известково-цементная штукатурка" lambda="0.89" rho="1800" cT="900" mu="21" w80="20" wsat="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="148" category="2" name="de:Kalkputz (historisch)|en:Lime Plaster (historical)|it:Intonaco di calce (antico)|ru:Известковая штукатурка (историческая)" lambda="0.82" rho="1800" cT="850" mu="12" w80="11.0653" wsat="285" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Historischer Putz|en:Historic Plaster|it:Intonaco storico|ru:Историческая штукатурка" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="149" category="2" name="de:Kalk-Maschinenputz|en:Lime plaster for fettling machine|it:Intonaco in calce per applicazione meccanica|ru:Извесковая машинная штукатурка" lambda="0.59" rho="1430" cT="850" mu="11" w80="52.9486" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="150" category="2" name="de:Kalkputz (fein)|en:Lime Plaster (fine)|it:Intonaco di calce (fine)|ru:Известковая штукатурка (мелкая)" lambda="0.8" rho="1520" cT="850" mu="51" w80="57.8721" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:als Deckputz innen|en:Lime plaster for fine surface coating|it:Intonaco per soffitto per interni|ru:как штукатурка для потолка внутри помещения" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="151" category="2" name="de:Kalkputz|en:Limeplaster|it:Intonaco di calce|ru:Известковая штукатурка" lambda="0.71" rho="1600" cT="900" mu="15" w80="15" wsat="361" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="153" category="3" name="de:Kalksandstein (traditionell.)|en:Lime Sand Brick (traditional)|it:Pietra artificale (tradizionale)|ru:Известковый песчанник (традиционный)" lambda="1" rho="1810" cT="940" mu="40" w80="33.6335" wsat="330" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="154" category="2" name="de:Trasskalk-Maschinenleichtputz|en:Trass-lime-lightweight plaster|it:Intonaco leggero di calce pozzolana per macchina intonacatrice|ru:известково-трассовая легкая машинная штукатурка" lambda="0.75" rho="1600" cT="1000" mu="11" w80="53.5715" wsat="344" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Trasskalk-Maschinenleichtputz|en:Trass-lime-lightweight plaster|it:Intonaco leggero calce pozzolana per macchine per intonacare|ru:известково-трассовая легкая машинная штукатурка" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix|ru:TUBAG / quickmix" productID=""/>
    <Material id="155" category="12" name="de:Linoleum|en:Linoleum|it:Linoleum|ru:Линолеум" lambda="0.17" rho="1200" cT="1500" mu="1800" w80="1e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="156" category="10" name="de:Lehm (historisch)|en:Loam LMH (Hist.)|it:Limo (storico)|ru:Глина (историческая)" lambda="0.7" rho="1570" cT="1000" mu="11" w80="41" wsat="407" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:AK17b|en:AK17b|it:AK17b|ru:AK17b" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="157" category="4" name="de:Marmor|en:Marble|it:Marmo|ru:Мрамор" lambda="2.31" rho="2750" cT="880" mu="200" w80="21" wsat="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="158" category="5" name="de:Fließbeton|en:Flowing Concrete|it:Calcestruzzo liquido|ru:Текучий бетон" lambda="1.805" rho="2088.31" cT="856.814" mu="128.894" w80="78.2123" wsat="264" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:Maxit" productID="de:908FB|en:908FB|it:908FB|ru:908FB"/>
    <Material id="159" category="5" name="de:Leichtbeton|en:Lightweight Concrete|it:Calcestruzzo leggero|ru:Легкий бетон" lambda="0.6035" rho="1503.02" cT="1074.22" mu="81.2914" w80="87.833" wsat="307.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:Maxit" productID="de:915FB|en:915FB|it:915FB|ru:915FB"/>
    <Material id="160" category="2" name="de:Porengrundputz|en:Porous Base Plaster|it:Intonaco di base macroporoso|ru:Пористая основная штукатурка" lambda="0.261" rho="1123.7" cT="438.455" mu="10.5693" w80="12.8609" wsat="265" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:Maxit" productID="de:MXGP|en:MXGP|it:MXGP|ru:MXGP"/>
    <Material id="161" category="2" name="de:Sanierspritzbewurf|en:Machine-applied plaster for Renovation|it:Intonaco a spruzzo per risanamento|ru:Штукатурка набрызгом для санирования" lambda="0.89175" rho="1672.78" cT="846.6" mu="15.8613" w80="28.3389" wsat="282.86" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:Maxit" productID="de:MXSV|en:MXSV|it:MXSV|ru:MXSV"/>
    <Material id="162" category="7" name="de:MDF (Mitteldichte Faserplatte)|en:Medium Density Fibreboard|it:MDF (pannello fibroso densità media)|ru:Волокнистая плита стредней плотности" lambda="0.14" rho="790" cT="2500" mu="23" w80="88" wsat="711" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Kronospan|en:Kronospan|it:Kronospan|ru:Kronospan" productID=""/>
    <Material id="172" category="7" name="de:OSB-Platte|en:OSB Board|it:Pannello OSB|ru:Ориентированно-стружечная плита" lambda="0.13" rho="630" cT="1880" mu="280" w80="36.8" wsat="350" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="173" category="7" name="de:Holzspanplatte|en:Particle board|it:Pannello truciolare|ru:плита из волокон древесины" lambda="0.11" rho="700" cT="1880" mu="30" w80="102.3" wsat="457" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="174" category="12" name="de:PE-Folie|en:PE-Foil|it:Telo in polietilene|ru:Полиэтиленовая пленка" lambda="0.23" rho="1500" cT="2100" mu="100000" w80="1.74831e-06" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Bei Dicken &gt;= 0.1 mm|en:With thicknesses &gt;= 0.1 mm|it:Con spessori &gt;= 0.1 mm|ru:При толщине &gt;= 0.1 mm" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="175" category="6" name="de:Perlite (bitumenummantelt)|en:Perlite (bitumen coated)|it:Perlite (avviluppato con betume)|ru:Перлит (покрытый битумом)" lambda="0.07" rho="280" cT="1000" mu="2" w80="20" wsat="700" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Masea|en:Masea|it:Masea|ru:Masea" producer="" productID=""/>
    <Material id="176" category="3" name="de:Perlite Lehmstein|en:Perlite Clay Stone|it:Mattone in terra perlite|ru:Перлитный глиняный камень" lambda="0.61" rho="1250" cT="1000" mu="6.4" w80="20" wsat="258" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="179" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum|en:Phenolic_resin_rigid_foam|it:Schiuma rigida - resina fenolica|ru:фенольная смола - жесткий пенопласт" lambda="0.039" rho="110" cT="1500" mu="3.7" w80="6" wsat="833" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="180" category="8" name="de:Kiefer|en:Pine|it:Pino|ru:сосна" lambda="0.138" rho="530" cT="1400" mu="70" w80="105" wsat="634" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="181" category="13" name="de:Blei|en:Plump|it:Piombo|ru:свинец" lambda="35" rho="12250" cT="129" mu="200000" w80="1.5e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="182" category="7" name="de:Polyesterplatte|en:Polyester Board|it:Pannello in poliestere|ru:Полиэфирная плита" lambda="0.2" rho="1200" cT="1500" mu="9000" w80="1.74831e-06" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="183" category="11" name="de:Polyethen|en:Polyethen|it:Politene|ru:Полиэтен" lambda="0.2" rho="1450" cT="1500" mu="9000" w80="1.74831e-06" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="184" category="12" name="de:Polymethylacrylat|en:Polymethyl Acrylate|it:Polimetilacrilato|ru:полиметакрилат" lambda="0.2" rho="1200" cT="1500" mu="9000" w80="1.74831e-06" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="185" category="12" name="de:Polypropen|en:Polypropen|it:Polipropilene|ru:Полипропен" lambda="0.2" rho="900" cT="1500" mu="9000" w80="1.74831e-06" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="186" category="6" name="de:Polystyrolschaumplatte - expandiert|en:Polystyrene Foam Board - Expanded|it:Pannello in schiuma polistirene espanso|ru:Полистирольная плита из пенопласта - расширенная" lambda="0.04" rho="35" cT="1500" mu="50" w80="1.08978" wsat="935" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="187" category="6" name="de:Polystyrolplatte - expandiert|en:Polystyrene Board - Expanded|it:Pannello in polistirene espanso|ru:Полистирольная плита - расширенная" lambda="0.036" rho="23" cT="1500" mu="96" w80="1.0723" wsat="920" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="188" category="6" name="de:Polystyrolplatte - extrudiert|en:Polystyrene Board - Extruded|it:Pannello in polistirene estruso|ru:Полистирольная плита - экструдированная" lambda="0.03" rho="40" cT="1500" mu="150" w80="1.10726" wsat="950" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="189" category="6" name="de:Polystyrolplatte - extrudiert|en:Polystyrene Board - Extruded|it:Pannello in polistirene estruso|ru:Полистирольная плита - экструдированная" lambda="0.027" rho="35" cT="1500" mu="225" w80="1.05482" wsat="905" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="190" category="5" name="de:Polystyrolschaum-Beton|en:Polystyrene Foam Concrete|it:Calcestruzzo schiuma polistirene|ru:Полистирольная пена - бетон" lambda="0.074" rho="220" cT="1500" mu="20" w80="8" wsat="917" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="191" category="5" name="de:Polystyrolschaum-Beton|en:Polystyrene Foam Concrete|it:Calcestruzzo schiuma polistirene|ru:Полистирольная пена - бетон" lambda="0.124" rho="400" cT="1500" mu="18" w80="55" wsat="849" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="192" category="5" name="de:Polystyrolschaum-Beton|en:Polystyrene Foam Concrete|it:Calcestruzzo schiuma polostirene|ru:Полистирольная пена - бетон" lambda="0.214" rho="650" cT="1500" mu="16" w80="70" wsat="755" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="193" category="6" name="de:Polyurethanplatten|en:Polyurethane boards|it:Pannelli in poliuretano|ru:Плиты из полиуретана" lambda="0.028" rho="35" cT="1500" mu="100" w80="1.1061" wsat="949" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="194" category="6" name="de:Polyurethanplatten|en:Polyurethane boards|it:Pannelli in poliuretano|ru:Плиты из полиуретана" lambda="0.031" rho="37" cT="1500" mu="65" w80="1.10144" wsat="945" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Baustellengefertigt|en:On-site|it:Realizzato sul cantiere|ru:Изготовленные на стройке" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="195" category="6" name="de:Polyurethanschaum|en:Polyurethane-foam|it:Schiuma poliuretanica|ru:Пена из полиуретана" lambda="0.029" rho="45" cT="1500" mu="104" w80="1.0723" wsat="920" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="196" category="5" name="de:Bimsbeton|en:Pumice Concrete|it:Calcestruzzo con pomice|ru:Пемзобетон" lambda="0.301" rho="850" cT="900" mu="6" w80="34" wsat="679" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="197" category="5" name="de:Bimsbeton|en:Pumice Concrete|it:Calcestruzzo con pomice|ru:Пемзобетон" lambda="0.44" rho="1200" cT="900" mu="9.3" w80="48" wsat="547" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="198" category="11" name="de:PVC-Belag|en:PVC Floor Covering|it:Strato in PVC|ru:поливинилхлоридное полрытие" lambda="0.23" rho="1500" cT="1500" mu="175" w80="0.466217" wsat="400" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="199" category="6" name="de:PVC-Schaum|en:PVC Foam|it:Schiuma PVC|ru:поливинилхлоридная пена" lambda="0.036" rho="40" cT="1500" mu="175" w80="1.10144" wsat="945" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="200" category="12" name="de:PVC-Folie|en:PVC Foil|it:Foglio PVC|ru:поливинилхлоридная пленка" lambda="0.23" rho="1500" cT="1500" mu="5500" w80="1.74831e-06" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Bei Dicken &gt;= 0.1 mm|en:With thicknesses &gt;= 0.1 mm|it:Per spessori &gt;= 0.1 mm|ru:При толщине &gt;= 0.1 mm" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="201" category="13" name="de:Quarzglas|en:Quartz Glass|it:Vetro al quarzo|ru:кварцевое стекло" lambda="1.4" rho="2600" cT="703" mu="200000" w80="1.5e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Spiegelglas und Fensterglas|en:Plate and sheet glass|it:Vetro per specchi e vetro per finestre|ru:Зеркальное и оконное стекло" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="202" category="6" name="de:Stampflehm|en:Rammed Insulating Clay|it:Terra battuta|ru:глинобетон" lambda="0.291" rho="590" cT="900" mu="23" w80="8" wsat="530" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dichter Stampflehm|en:Dense rammed earth|it:Terra battuta densa|ru:плотный глинобетон" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="203" category="3" name="de:Rotbrandziegel|en:Red-burnt Brick|it:Mattone in cotto rosso|ru:Красный обоженный кирпич" lambda="0.452" rho="1300" cT="900" mu="7.5" w80="6" wsat="351" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="204" category="3" name="de:Rotbrandziegel|en:Red-burnt Brick|it:Mattone in cotto rosso|ru:Красный обоженный кирпич" lambda="0.552" rho="1500" cT="900" mu="8" w80="7" wsat="345" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="205" category="3" name="de:Rotbrandziegel|en:Red-burnt Brick|it:Mattone in cotto rosso|ru:Красный обоженный кирпич" lambda="0.65" rho="1700" cT="900" mu="9" w80="8" wsat="323" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="206" category="6" name="de:Schilfmatte|en:Reed Mat|it:Stuoia|ru:Циновка из тростника" lambda="0.068" rho="80" cT="1000" mu="1.5" w80="15" wsat="970" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="207" category="6" name="de:Rohrgewebe|en:Reed Mat|it:Cannucciato|ru:Трубная ткань" lambda="0.081" rho="150" cT="1000" mu="1.8" w80="23" wsat="941" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Als Putzgrund|en:As plaster base|it:Come sottofondo|ru:Как основа штукатурки" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="208" category="7" name="de:Reetstrohhäckselplatte|en:Reed Straw Chaffing Board|it:Pannello di paglia triturata a base di cannuccia di palude|ru:плита из тростниковой соломенной сечки" lambda="0.095" rho="300" cT="1000" mu="3" w80="36" wsat="878" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="209" category="2" name="de:Sanierputz (leicht)|en:Renovating Plaster (lightweight)|it:Intonaco da restauro (leggero)|ru:Штукатурка для санирования (легкая)" lambda="0.139" rho="540" cT="900" mu="6.3" w80="63" wsat="787" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="210" category="2" name="de:Sanierputz|en:Restoration Render|it:Intonaco da restauro|ru:Штукатурка для санирования" lambda="0.75" rho="1390" cT="850" mu="18" w80="23.8" wsat="251" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="211" category="12" name="de:Dampfbremse|en:Roofing membrane|it:Freno al vapore|ru:Паровой томоз" lambda="0.2" rho="1000" cT="1400" mu="222" w80="0.731215" wsat="9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0.45mm. sd-Wert= 0.1m; früherer Name|en:film thickness=0.45mm. sd-value= 0.1m; former name|it:Spessore foglio=0.45mm. valore-sd= 0.1m; (nome precedente Hygrodiode)|ru:настоящие гигродиоды d=0.45mm. sd= 0.1m" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="213" category="3" name="de:Kalksandstein-Mauerwerk|en:Sand-lime Brick Masonry|it:Muratura in pietra artificale|ru:Каменная кладка из известкового песчанника" lambda="0.84" rho="1710" cT="900" mu="20" w80="24" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mit Mörtelfugen|en:With mortar joints|it:Con fessure con malta|ru:со швами из строительного раствора" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="215" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Sand-lime Brick|it:Pietra artificale|ru:Известковый песчанник" lambda="0.87" rho="1750" cT="900" mu="16" w80="39" wsat="338" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Kalksandsteinwerk Cottbus GmbH &amp; Co.|en:Kalksandsteinwerk Cottbus GmbH &amp; Co.|it:Kalksandsteinwerk Cottbus GmbH &amp; Co.|ru:Kalksandsteinwerk Cottbus GmbH &amp; Co." productID=""/>
    <Material id="216" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Sand-lime Brick|it:Pietra artificale|ru:Известковый песчанник" lambda="1.06" rho="1810" cT="900" mu="40" w80="33" wsat="344" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:KS|en:KS|it:KS|ru:KS" productID=""/>
    <Material id="217" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Sand-lime Brick|it:Pietra artificale|ru:Известковый песчанник" lambda="1.02" rho="2000" cT="900" mu="25" w80="58" wsat="221" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="218" category="4" name="de:Kalkstein|en:Lime Brick|it:Pietra artificale|ru:Известковый песчанник" lambda="1.72" rho="2220" cT="900" mu="73" w80="3" wsat="161" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="219" category="4" name="de:Sandstein Cotta|en:Sandstone Cotta|it:Pietra arenaria Cotta|ru:Песчаник" lambda="2.43" rho="1940" cT="830" mu="19" w80="8.5" wsat="230" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für Fenstersimse / Bildhauerarbeiten|en:For windowsill, sculptor work|it:Per davanzali / lavori di scultore|ru:Для подоконников / скульптуры" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Sächsische Sandsteinwerke GmbH|en:Sächsische Sandsteinwerke GmbH|it:Sächsische Sandsteinwerke GmbH" productID="de:Cotta|en:Cotta|it:Cotta|ru:Cotta"/>
    <Material id="220" category="4" name="de:Sandstein Posta|en:Sandstone Posta|it:Pietra arenaria Posta|ru:Песчаник" lambda="2.46" rho="2100" cT="800" mu="16" w80="0.912263" wsat="193.7" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Material für die Frauenkirche in Dresden|en:Material of Church of Our Ladies in Dresden|it:Materiale per la Frauenkirche a Dresda" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Sächsische Sandsteinwerke GmbH|en:Sächsische Sandsteinwerke GmbH|it:Sächsische Sandsteinwerke GmbH" productID="de:Posta|en:Posta|it:Posta|ru:Posta"/>
    <Material id="224" category="4" name="de:Sandstein|en:Sandstone|it:Pietra arenaria|ru:Песчаник" lambda="2.64" rho="2270" cT="830" mu="87" w80="11" wsat="145" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID="de:Indien|en:India|it:India|ru:Индия"/>
    <Material id="225" category="4" name="de:Sandstein|en:Sandstone|it:Pietra arenaria|ru:Песчаник" lambda="1.83" rho="1940" cT="830" mu="11.5" w80="2" wsat="243" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID="de:Velbke|en:Velbke|it:Velbke|ru:Velbke"/>
    <Material id="227" category="4" name="de:Sandstein|en:Sandstone|it:Pietra arenaria|ru:Песчаник" lambda="2.45" rho="2100" cT="830" mu="16" w80="1" wsat="194" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID="de:Posta|en:Posta|it:Posta|ru:Posta"/>
    <Material id="228" category="4" name="de:Sandstein|en:Sandstone|it:Pietra arenaria|ru:Песчаник" lambda="2.3" rho="2150" cT="830" mu="15" w80="23" wsat="189" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="229" category="2" name="de:Sanier-Haft-Glättputz|en:Renovating Plaster|it:Intonaco rasante adesivo da restauro|ru:Гладкая сцепляющая штукатурка для санирования" lambda="0.477857" rho="1387.97" cT="1071.92" mu="32.8285" w80="22.9713" wsat="434.75" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:In einer Schichtstärke von  3mm zur Oberflächenveredelung verwendet.|en:With thickness of 3mm used for surface finish.|it:Usato come trattamento superficiale con uno spessore strato di 3mm." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix|ru:TUBAG / quickmix" productID="de:SHG|en:SHG|it:SHG|ru:SHG"/>
    <Material id="230" category="2" name="de:Antischimmelputz|en:Anti-mould plaster|it:Intonaco antimuffa|ru:Штукатурка против плесени" lambda="0.106167" rho="465.466" cT="1172.61" mu="8.4141" w80="61.2107" wsat="725.6" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben-Id RE_AS|en:Sample ID RE_AS|it:Id campioni RE_AS" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|fr:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID="de:AiSiT|en:AiSiT|it:AiSiT|ru:AiSiT"/>
    <Material id="231" category="2" name="de:Mineralischer Innenputz|en:Mineral Interior Plaster|it:Intonaco minerale per d'interni|ru:Минеральная штукатурка_для внутренних помещений" lambda="0.608833" rho="1446.06" cT="873.178" mu="39" w80="58.8198" wsat="236.6" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:EXZELLENT 500;|en:EXZELLENT 500;|it:EXZELLENT 500;" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG|en:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG|it:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG|ru:Keimfarben" productID="de:Kalkzementputz, Secopor|en:Lime-Cement Plaster, Secopor|it:EXZELLENT 500, Secopor|ru:Известково-цементная штукатурка EXZELLENT 500, Secopor"/>
    <Material id="238" category="13" name="de:Stahl|en:Steel|it:Accaio|ru:Сталь" lambda="47" rho="7800" cT="470" mu="200000" w80="1.5e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="239" category="7" name="de:Strohhäckselplatte|en:Straw Chaffing Board|it:Pannello di paglia triturata|ru:плита из соломенной сечки" lambda="0.111" rho="300" cT="1500" mu="3.3" w80="40" wsat="878" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="de:Conluto|en:Conluto|it:Conluto|ru:Conluto" productID=""/>
    <Material id="240" category="2" name="de:Strohlehm|en:Straw Clay|it:Terra cruda con l'aggiunta di paglia|ru:Соломенная глина" lambda="0.25" rho="500" cT="900" mu="6.3" w80="28" wsat="455" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="242" category="2" name="de:Zementputz|en:Surface coating plaster|it:Intonaco di cemento|ru:Цементная штукатурка" lambda="0.75" rho="1390" cT="850" mu="33" w80="40.7456" wsat="430" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="243" category="2" name="de:Kunstharzputz|en:Synthetic Resin Plaster|it:Intonaco di resina sintetica|ru:штукатурка с искуственной смолой" lambda="0.75" rho="1200" cT="900" mu="250" w80="7" wsat="105" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="244" category="8" name="de:Teak|en:Teak|it:Teak" lambda="0.15" rho="640" cT="2400" mu="60" w80="105" wsat="612" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="246" category="11" name="de:Fliesen mit Mörtel|en:Tiles With Mortar|it:Piastrelle con malta|ru:Керамическая плитка со строительным раствором" lambda="1" rho="2000" cT="900" mu="100" w80="0.8" wsat="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Keine intakte Verfugung|en:No intact jointing|it:Ripassatura dei giunti non intatta|ru:без расшивки швов" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="247" category="11" name="de:Fliesen mit Mörtel|en:Tiles With Mortar|it:Piastrelle con malta|ru:Керамическая плитка со строительным раствором" lambda="1" rho="2000" cT="900" mu="300" w80="0.4" wsat="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mit intakter Verfugung|en:With intact jointing|it:Ripassatura dei giunti intatta|ru:с расшивкой швов" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="248" category="2" name="de:Fachwerkmörtel|en:Framework Mortar|it:Malta per costruzione a traliccio|ru:Фахверк строительный раствор" lambda="0.17" rho="1150" cT="900" mu="12" w80="21" wsat="260" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID=""/>
    <Material id="251" category="2" name="de:Wärmedämmunterputz|en:Trass-Mineral Insulation Plaster|it:Rinzaffo termoisolante|ru:Нижний слой теплоизоляционной штукатурки" lambda="0.1" rho="610" cT="1000" mu="6.9" w80="59.2195" wsat="487" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix|ru:TUBAG / quickmix" productID=""/>
    <Material id="252" category="2" name="de:Trasskalk-Feinputz|en:Trass-lime Final Rendering|it:Intonaco fine con calce pozzolana|ru:известково-трассовая чистая штукатурка" lambda="0.619286" rho="1519.8" cT="1417.71" mu="50.985" w80="58.3011" wsat="384.28" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:In einer Schichtstärke von  6mm zur Oberflächenveredelung verwendet|en:Surface plaster|it:Viene usato per raffinare superfici con uno spessore strato di 6mm|ru:Штукатурка пля поверхности" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix|ru:TUBAG / quickmix" productID="de:TKF|en:TKF|it:TKF|ru:TKF"/>
    <Material id="253" category="2" name="de:Trasskalk-Maschinenleichtputz|en:Trass-lime-lightweight plaster|it:Intonaco fine di calce pozzolana per macchina intonacatrice|ru:известково-трассовая легкая машинная штукатурка" lambda="0.4025" rho="1432.19" cT="629.984" mu="10.9623" w80="56.7371" wsat="500" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Maschinengängig;Proben Id HT_TKM|en:Machine processible|it:Addatto all'applicazione a macchina; campioni Id HT_TKM|ru:подходир для машинного использования" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix|ru:TUBAG / quickmix" productID="de:L410, TKMLP|en:L410, TKMLP|it:L410, TKMLP|ru:L410, TKMLP"/>
    <Material id="254" category="7" name="de:Triplex-Multiplex-Platte|en:Triplex-Multiplex Board|it:Pannello Triplex-Multiplex|ru:триплекс-мультиплекс плита" lambda="0.206" rho="700" cT="1500" mu="10" w80="90" wsat="580" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="255" category="4" name="de:Tuffstein|en:Tuff Stone|it:Tufo|ru:туфф камень" lambda="0.525" rho="1450" cT="900" mu="10" w80="75" wsat="453" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID="de:Rheinischer Tuffstein|en:Rhenish Tufa|it:Rheinischer Tuffstein, tufo|ru:Rheinischer Tuffstein"/>
    <Material id="256" category="6" name="de:Harnstoff-Formaldehydschaum|en:Urea-formaldehyde Foam|it:Schiuma formaldeide urea|ru:Формальдегидная пена из мочевины" lambda="0.042" rho="10" cT="1100" mu="2" w80="2" wsat="965" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Baustellengefertigt, hydrophob|en:On-site foam, hydrophobic|it:Fabbricato sul cantiere, idrofobo|ru:Изготовленные на стройке, гидрофоб" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="257" category="6" name="de:Harnstoff-Formaldehydschaum|en:Urea-formaldehyde Foam|it:Schiuma formaldeide urea|ru:Формальдегидная пена из мочевины" lambda="0.055" rho="14" cT="1100" mu="2.3" w80="2" wsat="970" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:hydrophil|en:hydrophil|it:idrofilo|ru:гидрофил" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="258" category="12" name="de:Dampfbremse|en:Vapour Retarder (open)|it:Freno al vapore|ru:Паровой томоз" lambda="0.15" rho="1000" cT="1400" mu="1533" w80="0.731215" wsat="9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=1,5mm, sd-Wert=2.3m|en:film thickness=1.5mm, sd-value=2.3m|it:Spessore foglio=1,5mm, valore-sd=2.3m|ru:Толщина" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="259" category="3" name="de:Hochlochziegel|en:Vertically Perforated Brick|it:Mattone forato|ru:Вертикально перфорированный кирпич" lambda="0.319" rho="600" cT="900" mu="5.9" w80="3" wsat="775" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="260" category="3" name="de:Hochlochziegel|en:Vertically Perforated Brick|it:Mattone forato|ru:Вертикально перфорированный кирпич" lambda="0.42" rho="610" cT="900" mu="6.2" w80="3" wsat="768" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mit Mörtelfugen|en:With mortar joints|it:Con giunte di malta|ru:со швами из строительного раствора" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="261" category="12" name="de:Gummi - expandiert|en:Vulcanized Rubber - Expanded|it:Gomma - espanso|ru:Резина- расширенная" lambda="0.04" rho="100" cT="1100" mu="675" w80="1e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="262" category="12" name="de:Gummi|en:Vulcanized Rubber|it:Gomma|ru:Резина" lambda="0.23" rho="1350" cT="1100" mu="900" w80="1e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="263" category="4" name="de:Granit (verwittert)|en:Granite (weathered)|it:Granito (disgregato)|ru:Гранит (выветренный)" lambda="1.7" rho="2450" cT="700" mu="54" w80="7.00917" wsat="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="265" category="7" name="de:Holzspan-Zementplatte|en:Wood Cement Particle Board|it:Pannello in calcestruzzo e fibra di legno|ru:Плита из древесных стружек и цемента" lambda="0.164" rho="520" cT="1800" mu="5" w80="40" wsat="635" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="266" category="6" name="de:Holzweichfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno tenero|ru:Изоляционная плита из мягких волокон древесины" lambda="0.04" rho="150" cT="2000" mu="6" w80="29" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="267" category="6" name="de:Holzweichfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno tenero|ru:Изоляционная плита из мягких волокон древесины" lambda="0.045" rho="180" cT="2000" mu="4.9" w80="26" wsat="931" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Baumit Holzweichfaserdämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme,;Deckplatte|en:Cover board|it:Pannello isolante in fibra di legno tenero Baumit per sistemi d'isolamento termico, pannello di copertura|ru:Прикрывающая плита" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH|ru:Pavatex" productID="de:Pavatex-Diffutherm|en:Pavatex-Diffutherm|it:Pavatex-Diffutherm"/>
    <Material id="268" category="6" name="de:Holzweichfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno tenero|ru:Изоляционная плита из мягких волокон древесины" lambda="0.059" rho="180" cT="2000" mu="5" w80="24" wsat="931" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Deckplatte|en:Cover board|it:Pannello di copertura|ru:Прикрывающая плита" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH|ru:Pavatex" productID=""/>
    <Material id="269" category="6" name="de:Holzfaserplatte|en:Wood Fibre Board|it:Pannello in fibra di legno|ru:плита из волокон древесины" lambda="0.093" rho="270" cT="1800" mu="15" w80="38" wsat="848" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="270" category="6" name="de:Holzweichfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno tenero|ru:Изоляционная плита из мягких волокон древесины" lambda="0.042" rho="150" cT="2000" mu="3" w80="17.6" wsat="600" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Funktionsplatte (kapillaraktiv), nur in Kombination mit Deckplatte erhältlich|en:Functional board (capillary active). Only together with cover board|it:Pannello con la funzione dell'attività capillare, disponibile solo in combinazione con pannello di copertura|ru:Функциональная плита (капиллярно активная), предлагается только в комбинации с прикрывающей плитой" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH|ru:Pavatex" productID=""/>
    <Material id="271" category="6" name="de:Holzweichfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno tenero|ru:Изоляционная плита из мягких волокон древесины" lambda="0.064" rho="200" cT="2000" mu="13" w80="28.2" wsat="926" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Funktionsplatte (kapillaraktiv), nur in Kombination mit Deckplatte erhältlich|en:Functional board (capillary active). Only together with cover board|it:Pannello con la funzione dell'attività capillare, disponibile solo in combinazione con pannello di copertura|ru:Функциональная плита (капиллярно активная), предлагается только в комбинации с прикрывающей плитой" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH|ru:Pavatex" productID=""/>
    <Material id="272" category="6" name="de:Holzfaserplatte|en:Wood Fibre Board|it:Pannello in fibra di legno|ru:плита из волокон древесины" lambda="0.05" rho="300" cT="1880" mu="5" w80="52.8" wsat="400" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="273" category="7" name="de:Spanplatte|en:Wood Particle Board|it:Pannello truciolare|ru:плита для крепления" lambda="0.13" rho="520" cT="1500" mu="45" w80="28" wsat="635" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="274" category="7" name="de:Spanplatte|en:Wood Particle Board|it:Pannello truciolare|ru:плита для крепления" lambda="0.31" rho="1000" cT="1500" mu="86" w80="55" wsat="486" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur Annex 14 Vol 3|en:Literature Annex 14 Vol 3|it:Letteratura Annex 14 Vol 3|ru:Литература Annex 14 том 3" producer="" productID=""/>
    <Material id="275" category="6" name="de:Holzwolle-Leichtbauplatte|en:Wood Wool Cement Board|it:Pannello di materiale leggero da costruzione in lana di legno|ru:Плита из древесной шерсти для легких строительных конструкций" lambda="0.06" rho="180" cT="1470" mu="4.9" w80="25.8387" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="276" category="6" name="de:Holzwolle-Leichtbauplatte|en:Wood Wool Light Building Board|it:Pannello di materiale leggero da costruzione in trucioli di legno|ru:Плита из древесной шерсти для легких строительных конструкций" lambda="0.08" rho="380" cT="1470" mu="2.2" w80="46" wsat="550" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Magnesitgebunden|en:magnesite binder|it:Legante magnesite" source="de:Hersteller|en:Producer|it:Produttore|ru:Производитель" producer="de:Knauf Insulation GmbH|en:Knauf Insulation GmbH|it:Knauf Insulation GmbH|ru:Heraklith" productID="de:Heraklith BM 50|en:Heraklith BM 50|it:Heraklith BM 50|ru:BM 50"/>
    <Material id="277" category="6" name="de:Holzwolle-Leichtbauplatte|en:Wood Wool Light Building Board|it:Pannello di materiale leggero da costruzione in trucioli di legno|ru:Плита из древесной шерсти для легких строительных конструкций" lambda="0.114" rho="400" cT="1470" mu="2.9" w80="51" wsat="506" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dicke|en:Thickness|it:Spessore|ru:Толщина" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="278" category="6" name="de:Holzwolle-Leichtbauplatte|en:Wood Wool Light Building Board|it:Pannello di materiale leggero da costruzione in trucioli di legno|ru:Плита из древесной шерсти для легких строительных конструкций" lambda="0.172" rho="420" cT="1470" mu="3" w80="54" wsat="501" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dicke|en:Thickness|it:Spessore|ru:Толщина" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="279" category="7" name="de:HDF (Hochdichte Faserplatte)|en:HDF (high density fibre board)|it:HDF (pannello di fibre ad alta densità)|ru:Волокнистая плита высокой плотности" lambda="0.58" rho="1250" cT="1100" mu="80" w80="59.5" wsat="260" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="280" category="13" name="de:Zink|en:Zinc|it:Zinco|ru:Цинк" lambda="110" rho="7200" cT="390" mu="200000" w80="1.5e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="284" category="6" name="de:Klimaplatte (bis 2015)|en:Climate board (until 2015)|it:Pannello isolante (fino al 2015)|ru:Климатическя плита" lambda="0.05675" rho="222.254" cT="1303.19" mu="5.37147" w80="7.16302" wsat="910" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Produktion bis 2015|en:Production until  2015|it:Produzione fino al 2015|ru:современная продукция" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden,von MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, Файл создан MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|ru:Calsitherm" productID="de:RU|en:RU|it:RU|ru:Al"/>
    <Material id="285" category="2" name="de:Rotkalk Grundputz|en:Red Lime Plaster|it:Intonaco di fondo Rotkalk|ru:основная штукатурка из красной извести" lambda="0.400083" rho="1365.29" cT="907.816" mu="13.787" w80="44.5128" wsat="290.57" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id KN_RG|en:Sample ID KN_RG|it:Id campioni KN_RG" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Knauf Gips KG|en:Knauf Gips KG|it:Knauf Gips KG|ru:Marmorit" productID="de:Rotkalk Grundputz P 202|en:Rotkalk Grundputz P 202|it:Intonaco di base Rotkalk P 202|ru:GP KNRG"/>
    <Material id="286" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZQ|en:Old Building Brick Dresden ZQ|it:Mattone esistente Dresden ZQ|ru:Исторический кирпич Дрезден ZQ" lambda="0.904667" rho="1948.05" cT="813.169" mu="98.6359" w80="3.15418" wsat="179.06" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden ZQ|en:Cluster1 Dresden ZQ|it:Cluster1 Dresden ZQ|ru:Кластер1 Дрезден"/>
    <Material id="287" category="2" name="de:Armierungsputz Kunstharz gebunden|en:Reinforcing plaster, synthetic resin adhesive|it:Intonaco di armatura a base di resina sintetica|ru:связанная укрепленная штукатурка с искуственной смолой" lambda="0.7" rho="1650" cT="10000" mu="1100" w80="5.1" wsat="290" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Sto SE &amp; Co. KGaA|en:Sto SE &amp; Co. KGaA|it:Sto SE &amp; Co. KGaA|ru:STO" productID="de:sto Armierungsputz|en:sto Armierungsputz|it:sto Armierungsputz"/>
    <Material id="288" category="4" name="de:Baumberger Sandstein|en:Sandstone from Baumberg|it:Arenaria Baumberger|ru:Баумнергский песчаник" lambda="1.7" rho="1980" cT="850" mu="20" w80="36" wsat="230" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="289" category="5" name="de:Beton w/z=0,5|en:Concrete w/z=0.5|it:Calcestruzzo w/z=0,5|ru:Бетон w/z=0,5" lambda="1.6" rho="2300" cT="850" mu="180" w80="85" wsat="180" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="291" category="7" name="de:Sperrholz BFU 100|en:Veneer Plywood BFU 100|it:Legno compensato BFU 100|ru:стротельная фанера 100 (клеёная)фанера" lambda="0.11" rho="427" cT="1600" mu="190" w80="70" wsat="660" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:UPM Plywood|en:UPM Plywood|it:UPM Plywood|ru:UPM Plywood" productID="de:WISA-Spruce|en:WISA-Spruce|it:WISA-Spruce|ru:WISA-Spruce"/>
    <Material id="293" category="5" name="de:Leichtbeton (Blähton)|en:Lightweight concrete (expanded clay)|it:Calcestruzzo leggero (argilla espansa)|ru:Легкий бетон (Керамзит)" lambda="0.13" rho="719" cT="850" mu="7" w80="17" wsat="670" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Liapor|en:Liapor|it:Liapor|ru:Liapor" productID=""/>
    <Material id="295" category="5" name="de:Beton (w/z=0,4)|en:Concrete (w/z=0.4)|it:Calcestruzzo|ru:Бетон (w/z=0,4)" lambda="2.1" rho="2330" cT="1000" mu="690" w80="55" wsat="92" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werk E (Probe 36)|en:Factory E (Sample 36)|it:Stabilimento E (Probe 36)|ru:Завод Е (Проба 36)" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID="de:CEM I 42,5R w/z=0,4|en:CEM I 42,5R w/z=0,4|it:CEM I 42,5R w/z=0,4|ru:CEM I 42,5R w/z=0,4"/>
    <Material id="296" category="5" name="de:Beton (w/z=0,5)|en:Concrete (w/z=0.5)|it:Calcestruzzo (w/z=0,5)|ru:Бетон (w/z=0,5)" lambda="2.1" rho="2300" cT="1000" mu="300" w80="32" wsat="110" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werk E (Probe 35)|en:Factory E (Sample 35)|it:Stabilimento E (Probe 35)|ru:Завод Е (Проба 35)" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID="de:CEM I 42,5R w/z=0,5|en:CEM I 42,5R w/z=0,5|it:CEM I 42,5R w/z=0,5|ru:CEM I 42,5R w/z=0,5"/>
    <Material id="297" category="5" name="de:Beton (w/z=0,6)|en:Concrete (w/z=0.6)|it:Calcestruzzo (w/z=0,6)|ru:Бетон (w/z=0,6)" lambda="2.1" rho="2280" cT="1000" mu="190" w80="28" wsat="130" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werk E (Probe 34)|en:Factory E (Sample 34)|it:Stabilimento E (Probe 34)|ru:Завод Е (Проба 34)" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID="de:CEM I 42,5R w/z=0,6|en:CEM I 42,5R w/z=0,6|it:CEM I 42,5R w/z=0,6|ru:CEM I 42,5R w/z=0,6"/>
    <Material id="298" category="5" name="de:Beton (w/z=0,5)|en:Concrete (w/z=0.5)|it:Calcestruzzo (w/z=0,5)|ru:Бетон (w/z=0,5)" lambda="2.1" rho="2360" cT="1000" mu="650" w80="35" wsat="99" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werk E (Probe 13)|en:Factory E (Sample 13)|it:Stabilimento E (Probe 13)|ru:Завод Е (Проба 13)" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID="de:CEM II A-LL 42,5R w/z=0,5|en:CEM II A-LL 42,5R w/z=0,5|it:CEM II A-LL 42,5R w/z=0,5|ru:CEM II A-LL 42,5R w/z=0,5"/>
    <Material id="299" category="5" name="de:Beton (w/z=0,5)|en:Concrete (w/z=0.5)|it:Calcestruzzo (w/z=0,5)|ru:Бетон (w/z=0,5)" lambda="2.1" rho="2420" cT="1000" mu="650" w80="50" wsat="120" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Werk E (Probe 12)|en:Factory E (Sample 12)|it:Stabilimento E (Probe 12)|ru:Завод Е (Проба 12)" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID="de:CEM II B-S 32,5R NB w/z=0,5|en:CEM II B-S 32,5R NB w/z=0,5|it:CEM II B-S 32,5R NB w/z=0,5|ru:CEM II B-S 32,5R NB w/z=0,5"/>
    <Material id="300" category="7" name="de:DWD-Holzfaserplatte|en:DWD Wood fibre board|it:DWD pannello isolante in fibre di legno|ru:Древесноволокнистая плита (DWD=Кровельный лист/стеновая панель с открытой диффузией)" lambda="0.14" rho="528" cT="1700" mu="10" w80="70" wsat="610" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Glunz|en:Glunz|it:Glunz|ru:Glunz" productID="de:AGEPAN DWD Protect STD|en:AGEPAN DWD Protect STD|it:AGEPAN DWD Protect STD"/>
    <Material id="301" category="8" name="de:Eiche longitudinal|en:Oak longitudinal|it:Rovere longitudinale|ru:Продольный дуб" lambda="0.3" rho="685" cT="1500" mu="8" w80="120" wsat="720" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="302" category="8" name="de:Eichenholz (alt)|en:Oak (old)|it:Rovere (vecchio)|ru:Дубовая древесина (старый)" lambda="0.18" rho="740" cT="1600" mu="220" w80="100" wsat="300" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:von Fachwerk|en:from half timbered work|it:dalla costruzione a traliccio|ru:из фахверка" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="303" category="8" name="de:Eiche radial|en:Oak radial|it:Rovere radiale|ru:Радиальный дуб" lambda="0.13" rho="685" cT="1500" mu="140" w80="120" wsat="720" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="304" category="2" name="de:Fachwerkdeckputz|en:Rendering (half timbered work)|it:Intonaco di finitura per costruzione a traliccio|ru:Фахверк штукатурка для потолка" lambda="0.9" rho="1360" cT="1000" mu="8.1" w80="6.2" wsat="490" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)|ru:Baumit GmbH (Bayosan)" productID="de:FD01|en:FD01|it:FD01|ru:FD01"/>
    <Material id="306" category="8" name="de:Fichte logitudinal|en:Spruce logitudinal|it:Abete rosso longitudinale|ru:Продольная ель" lambda="0.23" rho="455" cT="1500" mu="4.3" w80="80" wsat="730" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="307" category="8" name="de:Fichte radial|en:Spruce radial|it:Abete rosso radiale|ru:Радиальная ель" lambda="0.09" rho="455" cT="1500" mu="130" w80="80" wsat="730" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="308" category="6" name="de:Flachsdämmplatten|en:Flax insulation board|it:Pannelli isolanti di lino|ru:Льняная изоляционная плита" lambda="0.04" rho="39" cT="850" mu="1.5" w80="5" wsat="950" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Flachshaus GmbH|en:Flachshaus GmbH|it:Flachshaus GmbH|ru:Flachshaus GmbH" productID=""/>
    <Material id="310" category="8" name="de:Funierschichtholz|en:Coursed veneer|it:Legno laminato impiallacciato|ru:Фанера из слоеной древесины" lambda="0.13" rho="462" cT="1600" mu="160" w80="76" wsat="630" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Finnforest|en:Finnforest|it:Finnforest|ru:Finnforest" productID="de:Kerto Q|en:Kerto Q|it:Kerto Q|ru:Kerto Q"/>
    <Material id="311" category="2" name="de:Gips|en:Gypsum|it:Gesso|ru:Гипс" lambda="0.3" rho="850" cT="1000" mu="8.3" w80="6.3" wsat="650" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="312" category="3" name="de:Hochdämmender Ziegel|en:High Insulation Brick|it:Mattone con alto isolamento termico|ru:Высоко-изоляционный кирпич" lambda="0.12" rho="600" cT="850" mu="16" w80="11" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Thermopor|en:Thermopor|it:Thermopor|ru:Thermopor" productID=""/>
    <Material id="313" category="3" name="de:Hochdämmender Ziegel|en:High Insulation Brick|it:Mattone con alto isolamento termico|ru:Высоко-изоляционный кирпич" lambda="0.13" rho="700" cT="850" mu="15" w80="14" wsat="740" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:GZ 0,13|en:GZ 0,13|it:GZ 0,13|ru:GZ 0,13" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Unipor|en:Unipor|it:Unipor|ru:Unipor" productID=""/>
    <Material id="314" category="6" name="de:Holzfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno|ru:Изоляционная плита из волокон древесины" lambda="0.04" rho="168" cT="1700" mu="3.3" w80="17" wsat="880" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:2003|en:2003|it:2003|ru:2003" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH|ru:Pavatex" productID="de:Diffutherm|en:Diffutherm|it:Diffutherm|ru:Diffutherm"/>
    <Material id="315" category="6" name="de:Holzfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno|ru:Изоляционная плита из волокон древесины" lambda="0.04" rho="165" cT="1700" mu="2.9" w80="27" wsat="880" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Steico|en:Steico|it:Steico|ru:Steico" productID="de:isorel plus|en:isorel plus|it:isorel plus|ru:Therm Classic"/>
    <Material id="316" category="6" name="de:Holzfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno|ru:Изоляционная плита из волокон древесины" lambda="0.04" rho="159" cT="1700" mu="3.3" w80="26" wsat="890" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Gutex|en:Gutex|it:Gutex|ru:Gutex" productID="de:Thermosafe|en:Thermosafe|it:Thermosafe|ru:Thermosafe"/>
    <Material id="317" category="7" name="de:Holzfaserplatte|en:Wood Fibre Board|it:Pannello in fibra di legno|ru:плита из волокон древесины" lambda="0.14" rho="565" cT="1700" mu="9" w80="52" wsat="600" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Glunz|en:Glunz|it:Glunz|ru:Glunz" productID=""/>
    <Material id="319" category="2" name="de:Kalkputz|en:Lime plaster|it:Intonaco di calce|ru:Известковая штукатурка" lambda="0.7" rho="1600" cT="850" mu="7" w80="30" wsat="300" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="320" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Lime sand stone|it:Mattone in silicato di calcio|ru:Известковый песчанник" lambda="1" rho="1900" cT="1000" mu="28" w80="25" wsat="290" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="322" category="4" name="de:Kalktuff|en:Lime Tuff|it:Travertino|ru:Извесковый туф" lambda="0.8" rho="1920" cT="1000" mu="26" w80="5.6" wsat="280" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Mangfalltal (Ort)|en:Mangfalltal (Location)|it:Mangfalltal (luogo)|ru:Mangfalltal (место)" productID=""/>
    <Material id="323" category="2" name="de:Kunstharzoberputz|en:Synthetic resin rendering|it:Intonaco di resina sintetica|ru:Верхний слой штукатурки с искуственной смолой" lambda="0.7" rho="1100" cT="850" mu="1000" w80="10" wsat="120" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="324" category="2" name="de:Lehmputz|en:Loam plaster|it:Intonaco d'argilla|ru:Глиняная штукатурка" lambda="0.65" rho="1510" cT="1000" mu="11" w80="19" wsat="420" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="325" category="2" name="de:Leichttonmörtel|en:Light clay mortar|it:Malta d'argilla alleggerita|ru:Строительной раствор из легкой глины" lambda="0.21" rho="830" cT="1000" mu="13" w80="26" wsat="590" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)|ru:Baumit GmbH (Bayosan)" productID=""/>
    <Material id="326" category="2" name="de:Leichttonmörtel|en:Light clay mortar|it:Malta d'argilla alleggerita|ru:Строительной раствор из легкой глины" lambda="0.31" rho="1150" cT="1100" mu="28" w80="240" wsat="570" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)|ru:Baumit GmbH (Bayosan)" productID="de:RU|en:RU|it:RU|ru:LTM81"/>
    <Material id="327" category="2" name="de:Mineralische Klebe- und Spachtelmasse|en:Minerally filling compound|it:Incollatura e mastice minerale|ru:Минеральная клейкая и шпательная масса" lambda="0.7" rho="1440" cT="1000" mu="25" w80="19" wsat="420" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Capatect Baustoffindustrie GmbH|en:Capatect Baustoffindustrie GmbH|it:Capatect Baustoffindustrie GmbH|ru:Capatect Baustoffindustrie GmbH" productID="de:Klebe- und Spachtelmasse 190|en:Klebe- und Spachtelmasse 190|it:Incollatura e mastice 190"/>
    <Material id="328" category="2" name="de:Mineralischer Armierungsputz|en:Minerally reinforcing plaster|it:Intonaco minerale con armatura|ru:Минеральная укрепленная штукатурка" lambda="0.7" rho="1480" cT="1000" mu="17" w80="12" wsat="430" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Saint-Gobain|en:Saint-Gobain|it:Saint-Gobain|ru:Saint-Gobain" productID="de:Terratherm 300|en:Terratherm 300|it:Terratherm 300|ru:Terratherm 300"/>
    <Material id="329" category="2" name="de:Mineralischer Edelputz|en:Minerally finishing plaster|it:Intonaco di finitura minerale|ru:Минеральная высокосортная штукатурка" lambda="1" rho="1480" cT="1000" mu="17" w80="8.9" wsat="440" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="330" category="2" name="de:Mineralischer Kratzputz|en:Minerally stippled plaster|it:Intonaco di finitura minerale|ru:Минеральная штукатурка с насечкой" lambda="0.7" rho="1690" cT="1000" mu="12" w80="5.7" wsat="290" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Saint-Gobain|en:Saint-Gobain|it:Saint-Gobain|ru:Saint-Gobain" productID="de:Terranova 201|en:Terranova 201|it:Terranova 201|ru:Terranova 201"/>
    <Material id="331" category="7" name="de:MSB (Microstrandboard)|en:MSB (Microstrandboard)|it:MSB (Microstrandboard)|ru:Микростружечная плита" lambda="0.13" rho="664" cT="1700" mu="92" w80="91" wsat="670" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Valentin|en:Valentin|it:Valentin|ru:Valentin" productID=""/>
    <Material id="332" category="4" name="de:Obernkirchener Sandstein|en:Sandstone from Obernkirchen|it:Pietra arenaria Obernkirchener|ru:Песчаник из Obernkirchen" lambda="2" rho="2150" cT="850" mu="32" w80="3.4" wsat="140" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="333" category="7" name="de:OSB|en:OSB|it:OSB|ru:ОСП (Ориентированно-стружечная плита)" lambda="0.13" rho="595" cT="1700" mu="170" w80="52" wsat="520" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Kronospan|en:Kronospan|it:Kronospan|ru:Kronospan" productID=""/>
    <Material id="334" category="5" name="de:Porenbeton|en:Cellular concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.12" rho="500" cT="850" mu="8" w80="9.8" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="335" category="5" name="de:Porenbeton|en:Cellular concrete|it:Calcestruzzo cellulare|ru:Пористый бетон" lambda="0.24" rho="600" cT="1000" mu="7.6" w80="17" wsat="720" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="336" category="5" name="de:Porenbeton (alt)|en:Cellular concrete (old)|it:Calcestruzzo cellulare (vecchio)|ru:Пористый бетон (старый)" lambda="0.1" rho="400" cT="850" mu="7" w80="11" wsat="810" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="337" category="5" name="de:Porenbeton alt|en:Cellular concrete (old)|it:Calcestruzzo cellulare (vecchio)|ru:Пористый бетон старый" lambda="0.14" rho="600" cT="850" mu="8" w80="17" wsat="720" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="338" category="5" name="de:Porenbeton alt|en:Cellular concrete (old)|it:Calcestruzzo cellulare (vecchio)|ru:Пористый бетон старый" lambda="0.15" rho="599" cT="1000" mu="5.3" w80="190" wsat="760" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:von 1960|en:from 1960|it:dal 1960|ru:1960 года" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="339" category="2" name="de:Porengrundputz|en:Porous basic plaster|it:Intonaco di fondo poroso per interni|ru:Пористая основная штукатурка" lambda="0.93" rho="1320" cT="1000" mu="15" w80="15" wsat="480" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)|ru:Baumit GmbH (Bayosan)" productID="de:SA 68|en:SA 68|it:SA 68|ru:SA 68"/>
    <Material id="340" category="4" name="de:Sandstein Sander|en:Sandstone Sander|it:Pietra arenaria Sander|ru:Песчаник Sander" lambda="1.7" rho="2190" cT="850" mu="33" w80="18" wsat="170" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="342" category="4" name="de:Sandstein Worzeldorfer|en:Sandstone Worzeldorf|it:Pietra arenaria Worzeldorfer|ru:Песчаник Worzeldorfer" lambda="1.8" rho="2260" cT="850" mu="26" w80="10" wsat="130" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="343" category="4" name="de:Sandstein Wüstenzeller|en:Sandstone Wüstenzell|it:Pietra arenaria Wüstenzeller|ru:Песчаник Wüstenzeller" lambda="1.8" rho="2310" cT="850" mu="55" w80="9.2" wsat="100" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="344" category="4" name="de:Sandstein Zeitzer|en:Sandstone Zeitz|it:Pietra arenaria Zeitzer|ru:Песчаник Zeitzer" lambda="2.3" rho="2300" cT="850" mu="70" w80="8.5" wsat="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="346" category="2" name="de:Sanierputz|en:Restauration plaster|it:Intonaco da restauro|ru:Штукатурка для санирования" lambda="0.93" rho="1290" cT="1000" mu="15" w80="20" wsat="500" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)|ru:Baumit GmbH (Bayosan)" productID="de:SP 64 P|en:SP 64 P|it:SP 64 P|ru:SP 64 P"/>
    <Material id="347" category="2" name="de:Silikonharzoberputz|en:Silicon resin finishing render|it:Intonaco di finitura a base di resina sintetica|ru:Верхний слой штукатурки из силиконовой смолы" lambda="0.7" rho="1480" cT="1000" mu="74" w80="2.9" wsat="440" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Sto SE &amp; Co. KGaA|en:Sto SE &amp; Co. KGaA|it:Sto SE &amp; Co. KGaA|ru:STO" productID="de:StoSilco R|en:StoSilco R|it:StoSilco R|ru:Silco"/>
    <Material id="348" category="7" name="de:Spanplatte|en:Particle board|it:Pannello truciolare|ru:плита для крепления" lambda="0.14" rho="620" cT="1700" mu="44" w80="110" wsat="530" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Pfleiderer|en:Pfleiderer|it:Pfleiderer|ru:Pfleiderer" productID="de:V100/E1F0|en:V100/E1F0|it:V100/E1F0|ru:V100/E1F0"/>
    <Material id="349" category="3" name="de:Strohlehm / Lehmstein|en:Loam stone|it:Argilla con paglia/ mattone in terra|ru:Соломенная глина / глиняный камень" lambda="0.4" rho="1040" cT="1000" mu="7.1" w80="41" wsat="460" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="350" category="2" name="de:Sumpfkalkputz|en:Pit lime plaster|it:Intonaco di calce|ru:болотная известковая штукатурка" lambda="0.8" rho="1500" cT="1000" mu="10" w80="5.9" wsat="430" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:wellwall GmbH|en:wellwall GmbH|it:wellwall GmbH|ru:wellwall GmbH" productID=""/>
    <Material id="351" category="4" name="de:Travertin|en:Travertine|it:Travertino|ru:травертин" lambda="1.8" rho="2420" cT="1000" mu="530" w80="0.9" wsat="88" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="352" category="3" name="de:Vollziegel alt|en:Solid brick, old|it:Mattone pieno vecchio|ru:Кирпич полнотелый старый" lambda="0.6" rho="1800" cT="850" mu="15" w80="4.5" wsat="310" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="353" category="3" name="de:Vollziegel, extrudiert|en:Solid brick, extruded|it:Mattone pieno, estruso|ru:Кирпич полнотелый экструдированный" lambda="0.6" rho="1650" cT="850" mu="9.5" w80="9.2" wsat="410" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="354" category="3" name="de:Vollziegel, handgestrichen|en:Hand-moulded brick|it:Mattone pieno, pitturato a mano|ru:Кирпич полнотелый окрашенный вручную" lambda="0.6" rho="1730" cT="850" mu="17" w80="2.7" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="355" category="3" name="de:Vollziegel ARB|en:Solid brick|it:Mattone pieno ARB|ru:Кирпич полнотелый ARB" lambda="0.7" rho="1810" cT="860" mu="10" w80="1.5" wsat="320" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Altbauziegel Amsterdam|en:Old brick Amsterdam|it:Mattone storico Amsterdam|ru:Исторический кирпич Амстердам" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="372" category="3" name="de:Altbauziegel ZS|en:Old building brick ZS|it:Mattone esistente ZS|ru:Исторический кирпич" lambda="0.67" rho="1740" cT="910" mu="23" w80="8.9" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Altbau Dresden|en:Historical building Dresden, Germany|it:Vecchia costruzione Dresda|ru:Старые постройки Дрездена" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID="de:ZS|en:ZS|it:ZS|ru:ZS"/>
    <Material id="374" category="3" name="de:Vollziegel|en:Solid brick|it:Mattone pieno|ru:Кирпич полнотелый" lambda="0.55" rho="1740" cT="890" mu="15" w80="2.5" wsat="330" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Wienerberger AG|en:Wienerberger AG|it:Wienerberger AG|ru:Wienerberger GmbH" productID=""/>
    <Material id="375" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1940" cT="1000" mu="100" w80="40" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 1 Mittelschicht|en:Type 1 medium layer|it:Tipo 1 strato centrale|ru:Тип 1 средний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4203|en:Maxit 4203|it:Maxit 4203|ru:Maxit 4203"/>
    <Material id="376" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1890" cT="1000" mu="67" w80="32" wsat="260" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 1 Oberschicht|en:Type 1 upper layer|it:Tipo 1 strato superiore|ru:Тип 1 верхний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4203|en:Maxit 4203|it:Maxit 4203|ru:Maxit 4203"/>
    <Material id="377" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1940" cT="1000" mu="140" w80="41" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 1 Unterschicht|en:Type 1 bottom layer|it:Tipo 1 strato inferiore|ru:Тип 1 нижний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4203|en:Maxit 4203|it:Maxit 4203|ru:Maxit 4203"/>
    <Material id="378" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1970" cT="1000" mu="59" w80="39" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 2 Mittelschicht|en:Type 2 medium layer|it:Tipo 2 strato centrale|ru:Тип 2 средний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4060|en:Maxit 4060|it:Maxit 4060|ru:Maxit 4060"/>
    <Material id="379" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1890" cT="1000" mu="58" w80="39" wsat="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 2 Oberschicht|en:Typ2 2 upper layer|it:Tipo 2 strato superiore|ru:Тип 2 верхний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4060|en:Maxit 4060|it:Maxit 4060|ru:Maxit 4060"/>
    <Material id="380" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1990" cT="1000" mu="99" w80="38" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 2 Unterschicht|en:Type 2 bottom layer|it:Tipo 2 strato inferiore|ru:Тип 2 нижний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4060|en:Maxit 4060|it:Maxit 4060|ru:Maxit 4060"/>
    <Material id="381" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1950" cT="1000" mu="110" w80="41" wsat="210" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 3 Mittelschicht|en:Type 3 medium layer|it:Tipo 3 strato centrale|ru:Тип 3 средний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4135|en:Maxit 4135|it:Maxit 4135|ru:Maxit 4135"/>
    <Material id="382" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1870" cT="1000" mu="67" w80="40" wsat="260" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 3 Oberschicht|en:Type 3 upper layer|it:Tipo 3 strato superiore|ru:Тип 3 верхний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4135|en:Maxit 4135|it:Maxit 4135|ru:Maxit 4135"/>
    <Material id="383" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Cement flooring screed|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:Цементные наливные полы" lambda="1.4" rho="1940" cT="1000" mu="170" w80="65" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Typ 3 Unterschicht|en:Type 3 bottom layer|it:Tipo 3 strato inferiore|ru:Тип 3 нижний слой" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH|ru:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:Maxit 4135|en:Maxit 4135|it:Maxit 4135|ru:Maxit 4135"/>
    <Material id="384" category="2" name="de:Zementputz|en:Cement plaster|it:Intonaco di cemento|ru:Цементная штукатурка" lambda="1.2" rho="2000" cT="850" mu="25" w80="35" wsat="300" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="385" category="3" name="de:Hochlochziegel|en:Vertically perforated brick|it:Mattone forato|ru:Вертикально перфорированный кирпич" lambda="0.18" rho="765" cT="850" mu="15" w80="13" wsat="600" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Poroton|en:Poroton|it:Poroton|ru:Poroton" productID=""/>
    <Material id="386" category="3" name="de:Vollziegel|en:Solid brick|it:Mattone pieno|ru:Кирпич полнотелый" lambda="0.8" rho="1790" cT="1000" mu="11" w80="0.8" wsat="300" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Messung von 1996|en:Measurement from 1996|it:Misurato nel 1996|ru:Измерение 1996 года" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Falkenløwe|en:Falkenløwe|it:Falkenløwe|ru:Falkenløwe" productID=""/>
    <Material id="387" category="3" name="de:Vollziegel|en:Solid brick|it:Mattone pieno|ru:Кирпич полнотелый" lambda="0.96" rho="1970" cT="1000" mu="20" w80="0.53" wsat="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Messung von 1996|en:Measurement from 1996|it:Misurato nel 1996|ru:Измерение 1996 года" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Neue ZIEGEL-MANUFAKTUR Glindow GmbH|en:Neue ZIEGEL-MANUFAKTUR Glindow GmbH|it:Neue ZIEGEL-MANUFAKTUR Glindow GmbH|ru:Neue ZIEGEL-MANUFAKTUR Glindow GmbH (Новая КИРПИЧНАЯ-МАНУФАКТУРА Glindow GmbH)" productID=""/>
    <Material id="388" category="3" name="de:Vollziegel|en:Solid brick|it:Mattone pieno|ru:Кирпич полнотелый" lambda="0.96" rho="1890" cT="860" mu="14" w80="1.2" wsat="280" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hamstad-Projekt|en:Hamstad-Project|it:Progetto Hamstad|ru:Проект Hamstad" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="389" category="3" name="de:Ziegel|en:Brick|it:Mattone|ru:Кирпич" lambda="0.66" rho="1660" cT="1000" mu="9.5" w80="8.3" wsat="410" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="de:Hörl &amp; Hartmann Material|en:Hörl &amp; Hartmann Material|it:Hörl &amp; Hartmann Material|ru:Hörl &amp; Hartmann Material" productID=""/>
    <Material id="390" category="3" name="de:Vollziegel|en:Solid brick|it:Mattone pieno|ru:Кирпич полнотелый" lambda="0.7" rho="1670" cT="1000" mu="11" w80="6.5" wsat="300" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Messung von 1996|en:measurement from 1996|it:Misurato nel 1996|ru:Измерение 1996 года" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="391" category="3" name="de:Vollziegel|en:Solid brick|it:Mattone pieno|ru:Кирпич полнотелый" lambda="0.7" rho="1730" cT="1000" mu="15" w80="4.1" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Messung von 1995|en:measurement from 1996|it:Misurato nel 1995|ru:Измерение 1995 года" source="de:MASEA|en:MASEA|it:MASEA|ru:MASEA" producer="" productID=""/>
    <Material id="404" category="5" name="de:Beton B35 mit Marmor|en:Concrete B35 with Marble|it:Calcestruzzo B35 con marmo" lambda="2.55" rho="2384.38" cT="839" mu="220" w80="48.7156" wsat="100.4" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Museum Chipperfield, mit Marmorzuschlägen|en:Museum Chipperfield|it:Museo Chipperfield" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="405" category="5" name="de:Bimsbeton|en:Pumice Concrete|it:Calcestruzzo con pomice" lambda="0.14" rho="668" cT="850" mu="4" w80="110.731" wsat="427.15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="407" category="2" name="de:Calsitherm KP-Kleber (bis 2014)|en:Calsitherm KP Glue Mortar (until 2014)|it:Calsitherm KP-Kleber (fino al 2014), malta adesiva" lambda="0.918" rho="1472.94" cT="1017.71" mu="38.4454" w80="119.918" wsat="261.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Klebemörtel für Calciumsilikat-Dämmplatten (bis 2014)|en:Glue mortar for Calciumsilicate Insulation Boards (until 2014)|it:Malta adesiva per pannelli isolanti di calcio silicato (fino al 2014)" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID=""/>
    <Material id="408" category="6" name="de:CalCast CC10|en:CalCast CC10|it:CalCast CC10" lambda="0.281083" rho="824.133" cT="1155.02" mu="10.1766" w80="13.5185" wsat="680" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID="de:CC10|en:CC10|it:CC10"/>
    <Material id="409" category="6" name="de:Silca T500|en:Silca T500|it:Silca T500" lambda="0.101683" rho="486.927" cT="1086.09" mu="7.00056" w80="9.17577" wsat="800" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID="de:EN|en:CC500|it:EN"/>
    <Material id="411" category="5" name="de:Beton B25|en:Concrete B25|it:Calcestruzzo B25" lambda="2.1" rho="2320.2" cT="850" mu="110" w80="58.2059" wsat="142.99" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Daten aus Literaturdatenbank|en:from Literature|it:Dati dalla database letteratura" source="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="412" category="6" name="de:Epasit Epatherm|en:Epasit Epatherm|it:Epasit Epatherm" lambda="0.0727" rho="277.393" cT="1063.53" mu="5.37638" w80="12.409" wsat="848" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:epasit GmbH Spezialbaustoffe|en:epasit GmbH Spezialbaustoffe|it:epasit GmbH Spezialbaustoffe" productID=""/>
    <Material id="413" category="7" name="de:Gipsfaserplatte|en:Gypsum fibre board|it:Pannello in gessofibra" lambda="0.3405" rho="1133.35" cT="1228.37" mu="16.8313" w80="19.1797" wsat="525.631" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Fermacell|en:Fermacell|it:Fermacell" productID=""/>
    <Material id="414" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Kork BigPack|en:Insulation Loam Cork BigPack|it:Isolante termico in argilla e sughero BigPack" lambda="0.07435" rho="368.146" cT="884.839" mu="7.69742" w80="11.4638" wsat="860" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Stampflehm|en:Rammed Clay|it:Terra battuta" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID="de:Wärmedämmlehm (WDL pl/tr)|en:Wärmedämmlehm (WDL pl/tr)|it:Argilla termoisolante (WDL pl/tr)"/>
    <Material id="415" category="2" name="de:Wärmedämmlehm-Kork Klebemörtel (D)|en:Insulation Loam-Cork Glue mortar (D)|it:Malta collante in argilla e sughero (D)" lambda="0.120167" rho="569.204" cT="977.044" mu="46.0578" w80="17.9355" wsat="446.29" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID="de:WDL K|en:WDL K|it:WDL K"/>
    <Material id="416" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Kork Platte (F)|en:Insulation Loam-Cork Board (F)|it:Pannello termoisolante in sughero e argilla (F)" lambda="0.07715" rho="350.121" cT="1056.44" mu="27.9928" w80="8.04816" wsat="417.53" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wärmedämmlehmplatt mit d=100mm|en:d=100mm|it:Pannello termoisolante in argilla con d=100mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID="de:Wärmedämmlehm-Platte (WDP)|en:WDP|it:Pannello termoisolante in argilla (WDP)"/>
    <Material id="417" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Kork Sackware B|en:Insulation Loam Cork Bagged Cargo B|it:Insufflaggio in sughero e argilla (B)" lambda="0.0818667" rho="388.282" cT="969.282" mu="35.9961" w80="9.14946" wsat="475.543" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID="de:WDL K|en:WDL K|it:WDL K"/>
    <Material id="419" category="2" name="de:Klimasan I|en:Klimasan I|it:Klimasan I" lambda="0.0775813" rho="338.108" cT="1190.13" mu="6.20441" w80="53.6633" wsat="499.662" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Klimasan Perlit GmbH|en:Klimasan Perlit GmbH|it:Klimasan Perlit GmbH" productID="de:klimasan-I|en:klimasan-I|it:klimasan-I"/>
    <Material id="420" category="5" name="de:Maxit Fließbeton 908FB G 908|en:Maxit Fluid Concrete 908FB G 908|it:Cemento Maxit Fließbeton 908FB G 908" lambda="1.805" rho="2088.31" cT="856.814" mu="128.894" w80="78.2123" wsat="264" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:908FB G 908|en:908FB G 908|it:908FB G 908"/>
    <Material id="421" category="7" name="de:OSB-Platte mitsum|en:OSB board mitsum|it:Pannello OSB mitsum" lambda="0.102" rho="640" cT="1880" mu="191.04" w80="71.3802" wsat="570" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Syracuse University, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:Syracuse University, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Syracuse University, creato con il MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="422" category="6" name="de:Promat Promasil|en:Promat Promasil|it:Promat Promasil" lambda="0.0727" rho="257.428" cT="1085.35" mu="4.64972" w80="7.23126" wsat="889.44" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id Ct_Pr|en:Sample ID Ct_Pr|it:Campioni Id Ct_Pr" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Promat GmbH|en:Promat GmbH|it:Promat GmbH" productID=""/>
    <Material id="423" category="6" name="de:Redstone Masterclima|en:Redstone Masterclima|it:Redstone Masterclima" lambda="0.0805" rho="277.393" cT="1063.53" mu="5.37638" w80="12.409" wsat="848" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:redstone GmbH|en:redstone GmbH|it:redstone GmbH" productID=""/>
    <Material id="424" category="6" name="de:Remmers SLP|en:Remmers SLP|it:Remmers SLP" lambda="0.0626" rho="296.824" cT="997.399" mu="4.6" w80="22.3307" wsat="871.38" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:SLP|en:SLP|it:SLP"/>
    <Material id="425" category="6" name="de:Renocell Cellulose-Innendämmung|en:Renocell Cellulose Inside Insulation|it:Renocell isolamento termico interno in cellulosa" lambda="0.052275" rho="92.8044" cT="2005.11" mu="2.41933" w80="9.7848" wsat="970" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aufspritzbares Innendämmsystem|en:spreaded insulation system|it:sistema isolamento termico applicabile tramite spruzzatura" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:University of Technology Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:ISOCELL VERTRIEBSGMBH|en:ISOCELL VERTRIEBSGMBH|it:ISOCELL VERTRIEBSGMBH" productID="de:Renocell Innendämmsystem|en:Renocell Inside insulation system|it:Renocell sistema isolamento termico"/>
    <Material id="426" category="2" name="de:Renocell Innenputz|en:Renocell Innenputz|it:Intonaco per interni Renocell" lambda="0.2248" rho="1023.82" cT="1090.03" mu="6.14915" w80="24.5827" wsat="444.97" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:Tu Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:ISOCELL VERTRIEBSGMBH|en:ISOCELL VERTRIEBSGMBH|it:ISOCELL VERTRIEBSGMBH" productID="de:Renocell Innenputz|en:Renocell Inside Plaster|it:Intonaco per interni Renocell"/>
    <Material id="427" category="7" name="de:Rigips Gipskarton|en:Rigips gypsum board|it:Catongesso Rigips" lambda="0.211333" rho="732.022" cT="1383.88" mu="6.84688" w80="4.29376" wsat="449.824" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Rigips|en:Rigips|it:Rigips" productID=""/>
    <Material id="428" category="2" name="de:Transputz WD|en:Transputz WD|it:Intonaco Transputz WD" lambda="0.10545" rho="523.153" cT="940.878" mu="9.37895" w80="75.1883" wsat="329.362" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Hydroment GmbH|en:Hydroment GmbH|it:Hydroment GmbH" productID="de:Transputz WD|en:Transputz WD|it:Transputz WD"/>
    <Material id="429" category="2" name="de:Hydroment Transputz WDS|en:Hydroment Transputz WDS|it:Hydroment Transputz WDS" lambda="0.05871" rho="195.796" cT="1103.73" mu="10.3853" w80="14.1787" wsat="272.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:für Salzuntergrund|en:if salt in undercoat|it:per sottofondo salino" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Hydroment GmbH|en:Hydroment GmbH|it:Hydroment GmbH" productID="de:Transputz WDS|en:Transputz WDS|it:Transputz WDS"/>
    <Material id="430" category="2" name="de:TUBAG Trasskalk Dämmunterputz Außen|en:TUBAG Trass Lime Insulation Base Plaster Outside|it:TUBAG Trasskalk Dämmunterputz Außen, rinzaffo isolante termico esterno" lambda="0.269364" rho="1095.45" cT="850" mu="10.115" w80="58.908" wsat="457.79" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:tubag Trass Vertrieb|en:tubag Trass Vertrieb|it:Tubag Trass Vertrieb" productID="de:DUP wa|en:DUP wa|it:DUP wa"/>
    <Material id="431" category="2" name="de:Maxit Dämmleichtputz G74M|en:Maxit Light Insulation Plaster G74M|it:Intonaco leggero isolante Maxit Dämmleichtputz G74M" lambda="0.175" rho="820.432" cT="713.477" mu="29.0998" w80="58.6399" wsat="434" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wärmedämmender System-Leichtputz|en:insulating light system plaster|it:Intonaco leggero per sistema isolante" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:G74M|en:G74M|it:G74M"/>
    <Material id="432" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Blähton|en:Insulation Loam with expanded Clay|it:Argilla termoisolante con argilla espansa" lambda="0.13575" rho="483.236" cT="893.52" mu="8.82289" w80="3.69243" wsat="650" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID=""/>
    <Material id="433" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Holz|en:Insulation Loam Wood|it:Argilla termoisolante con legno" lambda="0.09375" rho="299.747" cT="1419.26" mu="6.53639" w80="24.1485" wsat="637" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID=""/>
    <Material id="434" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Polystyrol|en:Insulation Loam-Polystyrol|it:Argilla termoisolante con polistirolo" lambda="0.0746571" rho="315.976" cT="1208.52" mu="14.0849" w80="9.21632" wsat="560" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID=""/>
    <Material id="435" category="6" name="de:Holzwolleleichtbauplatte|en:Wood Fibre Board|it:Pannello di materiale leggero in lana di legno" lambda="0.05" rho="240" cT="2100" mu="5" w80="31.7947" wsat="408.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH" productID="de:PaHWLII_240|en:PaHWLII_240|it:PaHWLII_240"/>
    <Material id="437" category="2" name="de:iQ-Fix|en:iQ-Fix|fr:iQ-Fix|it:iQ-Fix" lambda="0.496833" rho="1313.35" cT="862.934" mu="18.7486" w80="72.0202" wsat="277" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Klebemörtel für iQ-Therm, Propben-Id Re03 vom 25.9.2008|en:Glue mortar for IQ-Therm, Sample ID Re03 from 25.9.2008|it:Malta legante per iQ-Therm, Id campioni Re03 dal 25.9.2008" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|fr:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:iQ-Fix|en:iQ-Fix|fr:iQ-Fix|it:iQ-Fix"/>
    <Material id="438" category="6" name="de:iQ-Therm|en:iQ-Therm|fr:iQ-Therm|it:iQ-Therm" lambda="0.0370333" rho="48.9089" cT="1400" mu="27.0127" w80="0.350111" wsat="93.28" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id Re_PP03 vom 25. 8. 2008|en:Sample ID Re_PP03 from 25.8.2008|it:Id campioni Re_PP03 dal 25. 8. 2008" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|fr:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:iQ-Therm|en:iQ-Therm|fr:iQ-Therm|it:iQ-Therm"/>
    <Material id="439" category="2" name="de:iQ-Top|en:iQ-Top|fr:iQ-Top|it:iQ-Top" lambda="0.478583" rho="1268.98" cT="1453.04" mu="13.9173" w80="31.4776" wsat="326.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Innenputz für iQ-Therm, Proben-Id Re04 vom 25.9.2008|en:Inside plaster for IQ-Therm; Sample ID Re04 from 25.9.2008|it:Intonaco per iQ-Therm, Id campioni Re04 dal 25.9.2008" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|fr:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:iQ-Top|en:iQ-Top|fr:iQ-Top|it:iQ-Top"/>
    <Material id="440" category="2" name="de:Knauf-Perlite TecTem Kleber|en:Knauf-Perlite TecTem Glue mortar|it:Colla Knauf-Perlite TecTem" lambda="0.496833" rho="1313.35" cT="862.934" mu="18.7486" w80="72.0202" wsat="277" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID=""/>
    <Material id="442" category="2" name="de:Knauf Perlite TecTem Fugen Flächenspachtel|en:Knauf Perlite TecTem surface crack filler|it:Mastice per giunti Knauf Perlite TecTem" lambda="0.410667" rho="1091.07" cT="1357.67" mu="20" w80="61.3039" wsat="265.3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID=""/>
    <Material id="444" category="12" name="de:Climajet|en:Climajet|it:Climajet" lambda="0.23" rho="1241.76" cT="1000" mu="87490.5" w80="50.988" wsat="110" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dicke 0,05mm;sd-Wert für DryCup = 4,37m;DELPHIN Nutzer|en:film thickness 0.05mm;sd-Value DryCup = 4,37m;;DELPHIN user|it:Spessore 0,05mm; valore-sd per DryCup = 4,37m; utente DELPHIN" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:ALUJET GmbH|en:ALUJET GmbH|it:ALUJET GmbH" productID=""/>
    <Material id="448" category="12" name="de:DuPont Tyvek DPT|en:DuPont Tyvek DPT|it:DuPont Tyvek DPT" lambda="0.23" rho="463.033" cT="1000" mu="519.269" w80="0.525301" wsat="50.09" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,17mm, sd-Wert=0,09m, Flächengewicht=83g/m2|en:film thickness=0,17mm, sd-value=0.09m, basis weight=83g/m2|it:Spessore foglio=0,17mm, valore-sd=0,09m, grammatura=83g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:DuPont|en:DuPont|it:DuPont" productID="de:Tyvek DPT|en:Tyvek DPT|it:Tyvek DPT"/>
    <Material id="449" category="12" name="de:Gore Tenara GT|en:Gore Tenara GT|it:Gore Tenara GT" lambda="0.23" rho="2076.06" cT="1000" mu="29084.8" w80="0.759404" wsat="2.04" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,51mm, sd-Wert=14,8m, Flächengewicht=1085g/m2|en:film thickness=0,51mm, sd-value=14,8m, basis weight=1085g/m2|it:Spessore foglio=0,51mm, valore-sd=14,8m, grammatura=1085g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Gore|en:Gore|it:Gore" productID="de:Tenara|en:Tenara|it:Tenara"/>
    <Material id="452" category="12" name="de:Light Tex Acryl|en:Light Tex Acryl|it:Light Tex Acryl" lambda="0.23" rho="965.784" cT="1000" mu="2839.64" w80="2.77666" wsat="34.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,24mm, sd-Wert=0,68m, Flächengewicht=260g/m2|en:film thickness=0.24mm, sd-value=0.68m, basis weight=260g/m2|it:Spessore foglio=0,24mm, valore-sd=0,68m, grammatua=260g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:6320 HP|en:6320 HP|it:6320 HP"/>
    <Material id="453" category="12" name="de:LighttexHP 6320 PrR|en:LighttexHP 6320 PrR|it:LighttexHP 6320 PrR" lambda="0.23" rho="945.517" cT="1000" mu="1022.59" w80="1.70669" wsat="207.543" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,24mm, sd-wert=0,24m, Flächengewicht=220g/m2|en:film thickness=0,24mm, sd-value=0,24m, basis weight=220g/m2|it:Spessore foglio=0,24mm, valore-sd=0,24m, grammatura=220g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:6320 HP|en:6320 HP|it:6320 HP"/>
    <Material id="454" category="12" name="de:LKW-Plane PVC weiß|en:Truck Tarpaulin PVC white|it:Telone in PVC bianco" lambda="0.23" rho="1267.93" cT="1000" mu="30610.9" w80="2.20318" wsat="86.7" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,58m, sd-Wert=17,7m, Flächengewicht=750g/m2|en:film thickness=0,58m, sd-value=17,7m, basis weight=750g/m2|it:Spessore foglio=0,58m, valore-sd=17,7m, grammatura=750g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Lorenz Beplan|en:Lorenz Beplan|it:Lorenz Beplan" productID=""/>
    <Material id="457" category="8" name="de:Eichenholz SW E Radial|en:Oak wood SW E Radial|it:Rovere (Svizzera E) radiale" lambda="0.155667" rho="588.257" cT="1363.84" mu="648.019" w80="73.2879" wsat="618" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="458" category="8" name="de:Eichenholz SW Ei Longitudinal|en:Oak wood SW Ei Longitudinal|it:Rovere (Svizzera Ei) longitudinale" lambda="0.212333" rho="588.257" cT="1584.26" mu="9.64955" w80="72.949" wsat="618" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="459" category="8" name="de:Fichtenholz SW Longitudinal|en:Spruce SW Longitudinal|it:Abete rosso (Svizzera) longitudinale" lambda="0.193833" rho="519.919" cT="1946.25" mu="4.44281" w80="67.6314" wsat="691.97" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="460" category="8" name="de:Fichtenholz SW Radial|en:Spruce SW Radial|it:Abete rosso (Svizzera) radiale" lambda="0.129833" rho="519.919" cT="1188.67" mu="236.224" w80="67.6469" wsat="691.97" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="461" category="4" name="de:Buntsandstein rot Hessen|en:Red Sandstone Hesse|it:Pietra arenaria rossa, rosso l'Assia/Hessen" lambda="2.3" rho="2254.21" cT="850" mu="58.7719" w80="9.42433" wsat="132.51" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Odenwald|en:Odenwald|it:Odenwald" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:F|en:F|it:F"/>
    <Material id="462" category="4" name="de:Carrara Mamor|en:Carrara Marble|it:Marmo di Carrara" lambda="2.272" rho="2613.64" cT="728.025" mu="353.469" w80="0.571881" wsat="10.46" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="463" category="4" name="de:Granit Findlinge Sockel|en:Granite boulder|it:Basamento in massi erratici di granito" lambda="1.7175" rho="2452.91" cT="702.156" mu="53.798" w80="7.38083" wsat="54.052" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:In vielen historischen Gebäuden ist der Granitfeldstein in Kombination mit Lehmmauermörtel zu finden. Die Materialprobe wurde dem Sockelmauerwerk des 1857 erbauten Stallgebäudes eines Gutshofes in Scharfenberg bei Dresden entnommen.|en:The material sample came from a stable at a farm estate build at 1857 in Scharfenberg near Dresden, Germany.|it:In tanti edifici storici si trovano sassi in granito in combinazione con malta d'argilla. Il campione materiale è stato prelevato dalla muratura di base da una stalla a Scharfenberg vicino Dresda. Questa masseria è stata costruita nel 1857." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="464" category="4" name="de:Krensheimer Muschelkalk|en:Shell Limestone Krensheim|it:Pietra calcare conchilifero Krensheimer" lambda="2.3" rho="2440" cT="850" mu="140" w80="9.77425" wsat="127" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="465" category="4" name="de:Sandstein Bad Bentheim|en:Sandstone Bad Bentheim|it:Pietra arenaria Bad Bentheim" lambda="2.575" rho="1932.75" cT="909.783" mu="11.9265" w80="1.53779" wsat="249.151" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bbsf|en:Bbsf|it:Bbsf"/>
    <Material id="466" category="4" name="de:Sandstein Hildesheim|en:Sandstone Hildesheim|it:Pietra arenaria Hildesheim" lambda="2.385" rho="1974.04" cT="813.267" mu="13.7457" w80="7.70141" wsat="215.7" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="467" category="4" name="de:Sandstein Indien karminrot|en:Sandstone India red|it:Pietra arenaria dall'India rosso carminio" lambda="2.87" rho="2262.78" cT="874.501" mu="63.7351" w80="10.2223" wsat="132" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Im Rahmen des EU Projektes Climon für die Rekonstruktion des Humayun Grabmals verwendet.|en:EU Climon Project, new Humayun Tomb sandstone, red coloured, material für reconstruction of the tomb.|it:Usato per la ricostruzione del sepolcro Humayun nel progetto UE Climon." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="468" category="4" name="de:Sandstein Muehlleite (eisenhaltige Bank)|en:Sandstone Muehlleite (ferreous)|it:Pietra arenaria Muehlleite (strato con ferro)" lambda="2.2" rho="2095.46" cT="840" mu="15.8377" w80="0.764421" wsat="246" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für Bau der Frauenkirche in Dresden verwendet.|en:Material of Church of Our Ladies in Dresden.|it:Usato per la costruzione della Frauenkirche a Dresda." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:unknown|en:unknown|it:unknown"/>
    <Material id="469" category="4" name="de:Sandstein Rüthen|en:Sandstone Rüthen|it:Pietra arenaria Rüthen" lambda="2" rho="1918.59" cT="708.083" mu="12.9756" w80="14.2006" wsat="244.582" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="470" category="4" name="de:Sandstein Velbke|en:Sandstone Velbke|it:Pietra arenaria Velbke" lambda="1.83" rho="1942.55" cT="816.689" mu="11.4739" w80="1.56146" wsat="242.234" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="471" category="4" name="de:Tuffstein Ettringen|en:Tuff Ettringen|it:Tufo Ettringen" lambda="0.4813" rho="1449.84" cT="925.02" mu="10.4154" w80="69.7218" wsat="299.203" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:TU-Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden"/>
    <Material id="472" category="4" name="de:Tuffstein Japan|en:Tuff Japan|it:Tufo Giappone" lambda="0.379333" rho="1250.06" cT="1172.55" mu="28.787" w80="57.5947" wsat="396.3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="473" category="5" name="de:Porenbeton|en:Cellular Concrete|it:Calcestruzzo cellulare" lambda="0.1" rho="414.648" cT="850" mu="8.87439" w80="17.699" wsat="780" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:HAMSTAD|en:Material was used for research project HAMSTAD and was investigated in Round Robin Experiment by 6 different laboratories, several test have to be done like mu-values, a better retention in high wetted range, thermal conductivity.|it:HAMSTAD" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:HS-Pb|en:HS-Pb|it:HS-Pb"/>
    <Material id="474" category="5" name="de:Porenbeton Ytong|en:Cellular Concrete Ytong|it:Calcestruzzo cellulare Ytong" lambda="0.0946" rho="392.171" cT="850" mu="7.37867" w80="17.7607" wsat="800" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hergestellt im Jahr 2004.|en:Produced around 2004.|it:Prodotto nel 2014." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID=""/>
    <Material id="475" category="2" name="de:Mineralischer Edelputz (leicht)|en:Mineral fine plaster (light)|it:Intonaco di finitura minerale (leggero)" lambda="0.134083" rho="586.325" cT="1197.86" mu="12.6354" w80="38.0653" wsat="360" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Lambda,10,dry&lt;0.3;Lambda,R nach DIN 4108|en:Lambda,10,dry&lt;0.3;Lambda,D according DIN 4108|it:Lambda,10,dry&lt;0.3;Lambda,R secondo DIN 4108" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)" productID="de:Bay EP|en:Bay EP|it:Bay EP"/>
    <Material id="476" category="2" name="de:Schomburg Fliesenkleber|en:Schomburg Tile Adhesive|it:Collante per piastrelle Schomburg" lambda="0.609417" rho="1389.89" cT="1084.9" mu="31.8266" w80="149.469" wsat="287" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SCHOMBURG GmbH|en:SCHOMBURG GmbH|it:SCHOMBURG GmbH" productID=""/>
    <Material id="478" category="2" name="de:Zementkleber|en:Cement glue|it:Collante cementizio" lambda="0.657833" rho="1362.95" cT="855.366" mu="68.0788" w80="27.9338" wsat="145" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hydraulisch abb. Zementkleber|en:hydraulically binding cement glue|it:Collante in cemento, cons. idraulicamente" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG|en:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG|it:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG" productID="de:Pulverkleber 90|en:Pulverkleber 90|it:Collante in polvere 90"/>
    <Material id="480" category="2" name="de:Rotkalk Feinputz|en:Rotkalk fine plaster|it:Intonaco fine Rotkalk" lambda="0.3214" rho="1324.73" cT="733.703" mu="12.5135" w80="46.9387" wsat="298.685" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Innenputz|en:Inside plaster|it:Intonaco per interni" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID="de:Rotkalk fein P203|en:Rotkalk fein P203|it:Intonaco fine Rotkalk P203"/>
    <Material id="481" category="2" name="de:Dünnschicht- und Ausgleichsputz 270S|en:Levelling render 270S|it:Intonaco rasante a film sottile e livellante 270S" lambda="0.477667" rho="1388.37" cT="596.611" mu="26.4763" w80="14.8119" wsat="440" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:multi 270S|en:multi 270S|it:multi 270S"/>
    <Material id="482" category="2" name="de:Unterputz leicht|en:Undercoat light|it:Rinzaffo leggero" lambda="0.507182" rho="1253.55" cT="581.544" mu="12.5327" w80="19.145" wsat="400" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Kalk Zement|en:Lime cement based|it:Cemento calce" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:MXUP|en:MXUP|it:MXUP"/>
    <Material id="484" category="2" name="de:Fachwerkmörtel ReFWM23|en:Timber frame mortar ReFWM23|it:Malta per graticcio ReFWM23" lambda="0.165583" rho="794.511" cT="914.74" mu="11.8208" w80="84.3533" wsat="397.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:ReFWM23 0505|en:ReFWM23|it:ReFWM23 0505"/>
    <Material id="485" category="2" name="de:Grundputz|en:Base Plaster|it:Intonaco di fondo poroso per interni" lambda="0.219583" rho="994.723" cT="861.511" mu="11.2897" w80="77.0842" wsat="331" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id ReGP_22|en:Sample ID ReGP_22|it:Id campioni ReGP_22" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:0401|en:0401|it:0401"/>
    <Material id="486" category="2" name="de:Klebemörtel|en:Glue Mortar|it:Malta adesiva" lambda="1.0065" rho="1605.09" cT="900.852" mu="1541.34" w80="8.87188" wsat="93.6816" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="487" category="2" name="de:Sanierputz Altweiss|en:Renovation render (antique white)|it:Intonaco di recupero bianco antico" lambda="0.103837" rho="543.576" cT="960.281" mu="6.26199" w80="62.3401" wsat="700" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id Re|en:SampleID Re|it:Id campioni Re" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:Sanierputz Altweiss|en:Renovation render (antique white)|it:Intonaco di recupero bianco antico"/>
    <Material id="488" category="2" name="de:Sulfatexschlämme|en:Sulfatex Slurries|it:Malta d'impermeabilizzazione Sulfatex" lambda="0.98175" rho="1813.85" cT="799.489" mu="33.6824" w80="92.8115" wsat="150.723" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:0430|en:0430|it:0430"/>
    <Material id="489" category="2" name="de:Sperrputz Sotano|en:Barrier Plaster Sotano|it:Intonaco barriera Sotano" lambda="0.9" rho="1640" cT="740" mu="44" w80="15.5859" wsat="59" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SOTANO Mörtel + Putze GmbH &amp; Co. KG|en:SOTANO Mörtel + Putze GmbH &amp; Co. KG|it:SOTANO Mörtel + Putze GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="490" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZA|en:Old Building Brick Dresden ZA|it:Mattone esistente Dresden ZA" lambda="0.5278" rho="1835.62" cT="814.592" mu="15.6615" w80="5.40696" wsat="282.862" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster4 Dresden ZA|en:Cluster4 Dresden ZA|it:Cluster4 Dresden ZA"/>
    <Material id="491" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZC|en:Old Building Brick Dresden ZC|it:Mattone esistente Dresden ZC" lambda="0.80825" rho="1904.38" cT="847.362" mu="22.8781" w80="3.07853" wsat="212.402" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden ZC|en:Cluster1 Dresden ZC|it:Cluster1 Dresden ZC"/>
    <Material id="492" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZD|en:Old Building Brick Dresden ZD|it:Mattone esistente Dresden ZD" lambda="0.4025" rho="1619.51" cT="953.143" mu="10.4726" w80="3.65688" wsat="361.043" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster4 Dresden ZD|en:Cluster4 Dresden ZD|it:Cluster4 Dresden ZD"/>
    <Material id="493" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZE|en:Old Building Brick Dresden ZE|it:Mattone esistente Dresden ZE" lambda="0.574333" rho="1657.18" cT="906.973" mu="12.8226" w80="4.85997" wsat="357" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster3 Dresden ZE|en:Cluster3 Dresden ZE|it:Cluster3 Dresden ZE"/>
    <Material id="494" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZF|en:Old Building Brick Dresden ZF|it:Mattone esistente Dresden ZF" lambda="1.01233" rho="1975.67" cT="845.982" mu="41.0646" w80="7.43909" wsat="169.372" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden ZF|en:Cluster1 Dresden ZF|it:Cluster1 Dresden ZF"/>
    <Material id="495" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZG|en:Old Building Brick Dresden ZG|it:Mattone esistente Dresden ZG" lambda="0.543" rho="1715.15" cT="920.215" mu="22.1694" w80="6.86619" wsat="322.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster3 Dresden ZG|en:Cluster3 Dresden ZG|it:Cluster3 Dresden ZG"/>
    <Material id="496" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZH|en:Old Building Brick Dresden ZH|it:Mattone esistente Dresden ZH" lambda="0.659" rho="1851.89" cT="794.094" mu="12.031" w80="2.34264" wsat="282.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster4 Dresden ZH|en:Cluster4 Dresden ZH|it:Cluster4 Dresden ZH"/>
    <Material id="497" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZI|en:Old Building Brick Dresden ZI|it:Mattone esistente Dresden ZI" lambda="0.45575" rho="1736.44" cT="881.308" mu="21.3351" w80="17.0796" wsat="320.121" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster2 Dresden ZI|en:Cluster2 Dresden ZI|it:Cluster2 Dresden ZI"/>
    <Material id="498" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZJ|en:Old Building Brick Dresden ZJ|it:Mattone esistente Dresden ZJ" lambda="0.4965" rho="1787.02" cT="867.873" mu="17.0527" w80="3.71537" wsat="291.89" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster4 Dresden ZJ|en:Cluster4 Dresden ZJ|it:Cluster4 Dresden ZJ"/>
    <Material id="499" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZK|en:Old Building Brick Dresden ZK|it:Mattone esistente Dresden ZK" lambda="0.6565" rho="1734.11" cT="919.247" mu="24.5039" w80="14.7663" wsat="324.01" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster3 Dresden ZK|en:Cluster3 Dresden ZK|it:Cluster3 Dresden ZK"/>
    <Material id="500" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZL|en:Old Building Brick Dresden ZL|it:Mattone esistente Dresden ZL" lambda="0.5215" rho="1676.5" cT="933.847" mu="13.2483" w80="4.725" wsat="343.83" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster4 Dresden ZL|en:Cluster4 Dresden ZL|it:Cluster4 Dresden ZL"/>
    <Material id="501" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZM|en:Old Building Brick Dresden ZM|it:Mattone esistente Dresden ZM" lambda="0.64225" rho="1719.56" cT="917.444" mu="19.094" w80="4.14751" wsat="338.911" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster3 Dresden ZM|en:Cluster3 Dresden ZM|it:Cluster3 Dresden ZM"/>
    <Material id="502" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZN|en:Old Building Brick Dresden ZN|it:Mattone esistente Dresden ZN" lambda="0.5284" rho="1741.23" cT="880.809" mu="35.0965" w80="26.0304" wsat="327.16" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster2 Dresden ZN|en:Cluster2 Dresden ZN|it:Cluster2 Dresden ZN"/>
    <Material id="503" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZO|en:Old Building Brick Dresden ZO|it:Mattone esistente Dresden ZO" lambda="0.837833" rho="1881.73" cT="827.249" mu="46.2109" w80="4.40896" wsat="192.893" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden ZO|en:Cluster1 Dresden ZO|it:Cluster1 Dresden ZO"/>
    <Material id="504" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZP|en:Old Building Brick Dresden ZP|it:Mattone esistente Dresden ZP" lambda="0.890667" rho="1980.69" cT="841.067" mu="45.107" w80="2.86653" wsat="164.33" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden ZP|en:Cluster1 Dresden ZP|it:Cluster1 Dresden ZP"/>
    <Material id="505" category="3" name="de:Altbauziegel Elbphilharmonie Hamburg|en:Old Building Brick Elbphilharmonie Hamburg|it:Mattone esistente Elbphilharmonie Hamburg" lambda="0.80825" rho="1885.21" cT="851.594" mu="23.9358" w80="2.95069" wsat="212.402" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Elbphilharmonie|en:Elbphilharmonie|it:Elbphilharmonie" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="508" category="3" name="de:Hochlochziegel|en:Perforated Brick|it:Mattone forato" lambda="0.35" rho="1400" cT="1000" mu="18.78" w80="11.3884" wsat="319.38" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" producer="de:Wienerberger AG|en:Wienerberger AG|it:Wienerberger AG" productID=""/>
    <Material id="509" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Lime Sand Brick|it:Pietra artificale" lambda="0.7787" rho="1754.62" cT="850" mu="15.7441" w80="41.9962" wsat="233.435" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:von 1997|en:from 1997|it:dal 1997" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:IBK TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:M|en:M|it:M"/>
    <Material id="510" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Lime Sand Brick|it:Pietra artificale" lambda="1.045" rho="1813.5" cT="936.494" mu="39.7932" w80="29.6499" wsat="331.283" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DFG Salzprojekt;produziert 2006|en:Research project DFG Salt;produced araound 2006|it:Progetto DFG Salz, prodotto nel 2006" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:IBK TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID="de:Silka Ytong|en:Silka Ytong|it:Silka Ytong"/>
    <Material id="511" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Lime Sand Brick|it:Pietra artificale" lambda="0.8191" rho="1743.8" cT="850" mu="27.866" w80="37.8969" wsat="333.05" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Originla von KS Kalksandsteinindustrie Ost eV|en:Original from KS Kalksandsteinindustrie Ost eV|it:Originale dalla KS Kalksandsteinindustrie Ost eV" source="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID=""/>
    <Material id="512" category="3" name="de:Normziegel|en:Normal Brick|it:Mattone standard" lambda="0.548333" rho="1786.25" cT="888.665" mu="18.0084" w80="13.4348" wsat="319.382" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:IBK TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Wienerberger AG|en:Wienerberger AG|it:Mattone standard" productID="de:NZ|en:NZ|it:NZ"/>
    <Material id="513" category="3" name="de:Keramischer Ziegel Belgien|en:Ceramic Brick|it:Mattone in ceramica Belgio" lambda="0.960833" rho="1952.21" cT="862.624" mu="19.368" w80="1.24978" wsat="239" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dieses Material wurde im EU-Projekt HAMSTAD für Ringversuche bei 6 verschiedenen Laboratorien genutzt.|en:Material was used for research project HAMSTAD and was investigated in Round Robin Experiment by 6 different laboratories.|it:Questo materiale è stato usato per prove interlaboratorie in 6 laboratori; progetto UE HAMSTAD." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:IBK TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="514" category="6" name="de:Getifix Klimaplatte|en:Getifix Insulation Panel|it:Getifix Klimaplatte, pannello isolante" lambda="0.0805" rho="277.393" cT="1063.53" mu="5.37638" w80="12.409" wsat="848" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Getifix GmbH|en:Getifix GmbH|it:Getifix GmbH" productID=""/>
    <Material id="515" category="6" name="de:Thermokork|en:Thermokork|it:Thermokork, sughero" lambda="0.0469833" rho="113.984" cT="2253.17" mu="28.9172" w80="9.80706" wsat="93.3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID="de:04|en:04|it:04"/>
    <Material id="516" category="6" name="de:Holzfaserplatte (über Dicke gemessen)|en:Wood Fibre Board (measured over thickness)|it:Pannello in fibre di legno (misurato sullo spessore)" lambda="0.06365" rho="196.889" cT="1684.4" mu="12.8735" w80="20.6582" wsat="891.19" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Aufsaugversuch über die Höhe|en:Water uptake measurement over height|it:Esperimento assorbimento d'acqua sul'altezza" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH" productID="de:PaHWLI|en:PaHWLI|it:PaHWLI"/>
    <Material id="517" category="6" name="de:Holzfaserplatte (über Breite gemessen)|en:Wood Fibre Board (measured over width)|it:Pannello in fibra di legno (misurato sulla larghezza)" lambda="0.06365" rho="196.889" cT="1684.4" mu="12.8735" w80="20.6412" wsat="891.19" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Aufsaugversuch über die Breite|en:Water uptake measurement over width|it:Esperimento assorbimento d'acqua su larghezza" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH" productID="de:PaHWLI|en:PaHWLI|it:PaHWLI"/>
    <Material id="518" category="2" name="de:Bayosan TTK Mineralischer Kleber|en:Bayosan TTK mineral glue|it:Bayosan TTK collante minerale" lambda="0.2885" rho="1164.29" cT="1461.17" mu="13.0884" w80="22.8416" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Baumit GmbH (Bayosan)|en:Baumit GmbH (Bayosan)|it:Baumit GmbH (Bayosan)" productID="de:TTK|en:TTK|it:TTK"/>
    <Material id="519" category="2" name="de:Altputz Hagia Sofia|en:Old Plaster Ayasofya|it:Intonaco Hagia Sofia" lambda="0.371" rho="1418.67" cT="840" mu="39.718" w80="54.8957" wsat="434.75" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id AY|en:Sample ID AY|it:Campioni Id AY" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="520" category="2" name="de:Kalkputz Bolonga 3enCult|en:Limeplaster Bolonga 3enCult|it:Intonaco di calce Bolonga 3enCult" lambda="0.69" rho="1603.55" cT="869.315" mu="18.9601" w80="28.3343" wsat="282.86" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aus 3enCult Projekt, Proben Id 3E_BOP|en:from 3enCult project|it:Dal progetto 3enCult, campioni Id 3E_BOP" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="521" category="2" name="de:Putz AML (Remmers Labor)|en:Plaster AML (Remmers Labor)|it:Intonaco AML (Remmers laboratorio)" lambda="0.4427" rho="1191.01" cT="891.92" mu="16.7089" w80="66.8617" wsat="270" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur als Labortest, kein Verkaufsprodukt.|en:Only laboratory test. No commercial product.|it:Solo come test di laboratorio, nessun prodotto di vedita." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:LVH 08-9|en:LVH 08-9|it:LVH 08-9"/>
    <Material id="522" category="2" name="de:Putz 06 Labor Remmers|en:Plaster 06 Laboratory Remmers|it:Intonaco 06 laboratorio Remmers" lambda="0.143" rho="661.852" cT="904.661" mu="13.6848" w80="68.4078" wsat="405.65" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur als Labortest, kein Verkaufsprodukt.|en:Only laboratory test. No commercial product.|it:Solo come test di laboratorio, nessun prodotto di vedita." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:L VHB 08-7|en:L VHB 08-7|it:L VHB 08-7"/>
    <Material id="523" category="2" name="de:Remmers PutzBVM HB0726 4|en:Remmers Plaster BVM HB0726 4|it:Intonaco Remmers PutzBVM HB0726 4" lambda="0.1445" rho="627.006" cT="819.131" mu="15.6049" w80="9.79186" wsat="257.31" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur als Labortest, kein Verkaufsprodukt.|en:Only laboratory test. No commercial product.|it:Solo come test di laboratorio, nessun prodotto di vendita." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:BVM_HB0726_4|en:BVM_HB0726_4|it:BVM_HB0726_4"/>
    <Material id="524" category="2" name="de:Kompressenputz|en:Compress plaster|it:Intonaco antisale" lambda="0.111108" rho="620.979" cT="956.362" mu="12.016" w80="10.9559" wsat="360.38" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:L VHB 07-6A|en:L VHB 07-6A|it:L VHB 07-6A"/>
    <Material id="525" category="2" name="de:Remmers PVM LV HB0835|en:Remmers PVM LV HB0835|it:Remmers PVM LV HB0835" lambda="0.261083" rho="1192.82" cT="793.099" mu="16.2903" w80="117.615" wsat="450.35" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur als Labortest, kein Verkaufsprodukt.|en:Only laboratory test. No commercial product.|it:Solo come test di laboratorio, nessun prodotto di vendita." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:PVM LV HB 08-35|en:PVM LV HB 08-35|it:PVM LV HB 08-35"/>
    <Material id="526" category="2" name="de:Schomburg Fliesenkleber leicht|en:Schomburg Tile Adhesive light|it:Collante leggero per piastrelle Schomburg" lambda="0.216" rho="820.033" cT="1306.6" mu="18.9365" w80="138.349" wsat="320" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SCHOMBURG GmbH|en:SCHOMBURG GmbH|it:SCHOMBURG GmbH" productID="de:CAKLe|en:CAKLe|it:CAKLe"/>
    <Material id="527" category="2" name="de:TUBAG Trasskalk Mineralischer Dämmputz WDP|en:TUBAG Trass Lime Minerally Insulation Plaster WDP|it:TUBAG Trasskalk Mineralischer Dämmputz WDP, rinzaffo termoisolante minerale" lambda="0.116" rho="610.683" cT="801.958" mu="6.92295" w80="62.1235" wsat="730" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix" productID="de:Mineralischer Dämmputz WDP|en:Minerally Insulation Plaster WDP|it:Intonaco isolante minerale WDP"/>
    <Material id="528" category="3" name="de:Altbauklinker Hamburg Holstenkamp|en:Old Building Clinker Hamburg Holstenkamp|it:Clinker esistente Hamburg Holstenkamp" lambda="1.01233" rho="2009.88" cT="843.584" mu="41.0646" w80="7.43909" wsat="169.372" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur Rho, Aw und Wcap sind gemessen. Für die anderen Daten wurde der Altbauziegel Dresden ZF (494) verwendet.|en:Only know the density,Aw and Ocap value, other values use the data from Brick ZF (494). The water absorption curve is generated from Aw, calibration is only carried out according to Aw value.|it:Soltanto Rho, Aw e Wcap sono stati misurati. Per altri dati è stato utilizzato il mattone di vecchia costruzione Altbauziegel Dresden ZF (494)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden|en:Cluster1 Dresden|it:Cluster1 Dresden"/>
    <Material id="529" category="3" name="de:Altbauziegel Am Weinberg Berlin|en:Old Building Brick Am Weinberg Berlin|it:Mattone esistente Am Weinberg Berlin" lambda="0.928333" rho="1966.5" cT="878.906" mu="26.4843" w80="0.967973" wsat="240.11" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Ziegel Bestand. Daten teilweise von Altbauziegel Dresden ZE|en:Stock Brick.|it:Mattone esistente." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato con il MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Ziegel Bestand|en:Stock Brick|it:Mattone dall'edificio"/>
    <Material id="530" category="3" name="de:Altbauziegel Am Weinberg Berlin innen|en:Old Building Brick Am Weinberg Berlin inside|it:Mattone esistente Am Weinberg Berlin innen, all'interno" lambda="0.685" rho="1674.2" cT="933" mu="12.8226" w80="4.85997" wsat="357" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster3 Dresden|en:Cluster3 Dresden|it:Cluster3 Dresden"/>
    <Material id="531" category="3" name="de:Altbauziegel Außenziegel II|en:Old Building Brick Bornstätter Feld|it:Mattone esistente Außenziegel II" lambda="0.7224" rho="1853.9" cT="788" mu="42.55" w80="4.40896" wsat="192.893" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur die Basis parameter wurden gemessen.Speicherfunktion, Aufsaugversuch, Trocknung und Feuchteleitfunktionen stammen vom Altbauziegel Dresden ZO (503).|en:Only the basic data are measured. The water retention, drying, water uptake and liquid conductivity are from Brick ZO (503).|it:Soltanto i parametri di base sono stati misurati. Funzione d'accumulo, prova d'assorbimento, l'essiccazione e funzione conduttività umidità derivano dal mattone vecchia costruzione Dresden ZO (503)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bornstätter Feld|en:Bornstätter Feld|it:Bornstätter Feld"/>
    <Material id="533" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZB|en:Old Building Brick Dresden ZB|it:Mattone esistente Dresden ZB" lambda="0.788568" rho="1769.17" cT="1000" mu="8.55728" w80="8.97051" wsat="334" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden ZB|en:Cluster1 Dresden ZB|it:Cluster1 Dresden ZB"/>
    <Material id="534" category="3" name="de:Altbauziegel Dresden ZQ mit Hydrophobierung|en:Old Building Brick Dresden ZQ with hydrophobic treatment|it:Mattone esistente Dresden ZQ con idrofobia" lambda="1.05" rho="1970" cT="851.594" mu="123.936" w80="3.1724" wsat="179.06" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Die Basisparameter stammen von Messungen des Ziegels ZQ (286) mit Hydrophobierung.|en:The basic data are based on measurements of brick ZQ (286) with hydrophobic treatment.|it:I parametri di base derivano dalle misurazioni del mattone ZQ (286) von idrofobia." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Cluster1 Dresden ZQ|en:Cluster1 Dresden ZQ|it:Cluster1 Dresden ZQ"/>
    <Material id="535" category="3" name="de:Altbauziegel Elbphilharmonie Hamburg mit Hydrophobierung|en:Old Building Brick Elbphilharmonie Hamburg with hydrophobic treatment|it:Mattone esistente Elbphilharmonie Hamburg con idrofobia" lambda="0.80825" rho="1885.21" cT="851.594" mu="23.9358" w80="3.19378" wsat="212" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Messungen stammen vom Altbauziegel Elbphilharmonie (505) mit Hydrophobierung.|en:Measurements are based on brick from Elbphilharmonie Hamburg with hydrophobic treatment.|it:Le misurazioni derivano dal mattone di vecchia costruzione Elbphilharmonie (505) con idrofobia." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="536" category="3" name="de:Altbauziegel Persiusspeicher|en:Old Building Brick Persiusspeicher|it:Mattone esistente Persiusspeicher" lambda="0.86825" rho="2014.92" cT="775.261" mu="139.52" w80="3.52762" wsat="225" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur der innere Teil des Ziegels ohne Oberflächenschicht.|en:Analysis only inner brick, without surface layer.|it:Soltanto la parte interna del mattone senza strato superficiale." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bestandziegel|en:Stock Brick|it:Mattone dell'edificio"/>
    <Material id="537" category="3" name="de:Altbauziegel Reithalle Potsdam (Außenziegel 1)|en:Old Building Brick Reithalle Potsdam (outside 1)|it:Mattone esistente Reithalle Potsdam (Außenziegel 1)" lambda="0.7335" rho="1905.81" cT="781.819" mu="37.8434" w80="3.80206" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorption und Feuchtespeicherung vom Ziegel Rote Kaserne Potsdam (540).|en:Sorption and retention data from brick RoteKaserne Potsdam (540).|it:Assorbimento e accumulo umidità del mattone Rote Kaserne Potsdam (540)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:RH1|en:RH1|it:RH1"/>
    <Material id="538" category="3" name="de:Altbauziegel Reithalle Potsdam (Außenziegel2)|en:Old Building Brick Reithalle Potsdam (outer brick 2)|it:Mattone esistente Reithalle Potsdam (Außenziegel2)" lambda="0.682" rho="1852.48" cT="809.727" mu="27.0715" w80="22.9875" wsat="287.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Feuchtespeicherfunktion vom Altbauziegel Dresden ZN (502).|en:Retention curve from brick ZN (502).|it:Funzione accumulo umidià del mattone vecchia costruzione Dresden ZN (502)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:RH1|en:RH1|it:RH1"/>
    <Material id="539" category="3" name="de:Altbauziegel Reithalle Potsdam (Außenziegel 3)|en:Old Building Brick Reithalle Potsdam (outer brick 3)|it:Mattone esistente Reithalle Potsdam (Außenziegel 3)" lambda="0.5855" rho="1818.29" cT="824.953" mu="30.9734" w80="24.9849" wsat="299.4" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:RH1|en:RH1|it:RH1"/>
    <Material id="540" category="3" name="de:Altbauziegel Rote Kaserne Potsdam (Außenziegel 1)|en:Old Building Brick  Rote Kaserne Potsdam (outer brick 1)|it:Mattone esistente Rote Kaserne Potsdam (Außenziegel 1)" lambda="0.7975" rho="1842.47" cT="772.224" mu="37.5558" w80="1.97895" wsat="283.99" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bornstätter Feld|en:Bornstätter Feld|it:Bornstätter Feld"/>
    <Material id="541" category="3" name="de:Altbauziegel Rote Kaserne Potsdam (Außenziegel 2)|en:Old Building Brick Rote Kaserne Potsdam (outer brick 2)|it:Mattone esistente Rote Kaserne Potsdam (Außenziegel 2)" lambda="0.722417" rho="1853.92" cT="788.015" mu="42.5052" w80="3.80206" wsat="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bornstätter Feld|en:Bornstätter Feld|it:Bornstätter Feld"/>
    <Material id="542" category="3" name="de:Altbauziegel Rote Kaserne Potsdam (Innenziegel 1)|en:Old Building Brick Rote Kaserne Potsdam (inner brick 1)|it:Mattone esistente Rote Kaserne Potsdam (Innenziegel 1)" lambda="0.860667" rho="2048.81" cT="846.592" mu="14.1762" w80="4.31488" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bornstätter Feld|en:Bornstätter Feld|it:Bornstätter Feld"/>
    <Material id="543" category="3" name="de:Altbauziegel Rote Kaserne Potsdam (Innenziegel 2)|en:Old Building Brick Rote Kaserne Potsdam (inner brick 2)|it:Mattone esistente Rote Kaserne Potsdam (Innenziegel 2)" lambda="0.8607" rho="2048.8" cT="847" mu="19.0307" w80="0.967973" wsat="240.11" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bornstätter Feld|en:Bornstätter Feld|it:Bornstätter Feld"/>
    <Material id="544" category="3" name="de:Altbauziegel Schloss Güterfelde (EG_Außenwand 1)|en:Old Building Brick Schloss Güterfelde (GF outer brick 1)|it:Mattone esistente Schloss Güterfelde (EG_Außenwand 1)" lambda="0.4635" rho="1646.76" cT="920.215" mu="16.4382" w80="6.86453" wsat="322.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:SGF_S_01_AW_IZ|en:SGF_S_01_AW_IZ|it:SGF_S_01_AW_IZ"/>
    <Material id="545" category="3" name="de:Altbauziegel Schloss Güterfelde (EG Außenwand 2)|en:Old Building Brick Schloss Güterfelde (GF outer brick 2)|it:Mattone esistente Schloss Güterfelde (EG Außenwand 2)" lambda="0.38275" rho="1531.81" cT="906.973" mu="10.3658" w80="4.85997" wsat="357" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur Basiskennwerte sind gemessen. Feuchtespeicherfunktion, Flüssigwasserleitung und Trocknungsversuch sind vom Altbauziegel ZE (493).|en:The water retention and sorption isotherm data, unsaturated liquid conductivity data, drying data is from brick ZE (493).|it:Soltanto i parametri di base sono stati misurati. Funzione accumulo umidità, conduzione d'acqua liquida e prova essiccamento derivano dal mattone di vecchia costruzione ZE (493)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="547" category="3" name="de:Altbauziegel Tivoli Berlin (Außenziegel 2)|en:Old Building Brick Tivoli Berlin (outer brick 2)|it:Mattone esistente Tivoli Berlin (Außenziegel 2)" lambda="0.4295" rho="1469.25" cT="1014.88" mu="7.2499" w80="5.67822" wsat="440" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden"/>
    <Material id="549" category="3" name="de:Altbauziegel US-Hauptquartier Berlin|en:Old Building Brick US Headquarter Berlin|it:Mattone esistente US-Hauptquartier Berlin" lambda="0.755" rho="1628.88" cT="936.972" mu="6.83869" w80="2.68771" wsat="345.24" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="550" category="3" name="de:Kalksandstein Xella Ytong 2002|en:Lime Sand Stone Xella Ytong 2002|it:Kalksandstein Xella Ytong 2002, pietra artificale" lambda="0.8191" rho="1813.5" cT="1000" mu="39.7932" w80="32.029" wsat="331.283" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:produziert 2002|en:produced 2002|it:prodotto nel 2002" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID=""/>
    <Material id="551" category="3" name="de:Kalksandstein Xella Ytong 2004|en:Lime Sand Stone Xella Ytong 2004|it:Kalksandstein Xella Ytong 2004, pietra artificale" lambda="0.85425" rho="1743.8" cT="868.294" mu="27.8665" w80="37.6468" wsat="333.052" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:produziert 2004|en:produced 2004|it:prodotto nel 2004" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID=""/>
    <Material id="552" category="3" name="de:Ziegel Schlagmann (Vollziegel)|en:Brick Schlagmann (solid brick)|it:Mattone Schlagmann (mattone pieno)" lambda="0.26625" rho="1394.62" cT="1018.69" mu="13.9999" w80="13.3102" wsat="403.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:nur Außenhülle|en:only outer shell|it:solo rivestimento esterno" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|en:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|it:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="553" category="3" name="de:Ziegel Schlagmann WDF 120mm (Perlitefüllung mit Ziegelstegen)|en:Brick Schlagmann WDF 120mm (Perlite fliling with brick web)|it:Mattone Ziegel Schlagmann WDF 120mm (riempimento perlite e sezioni del mattone)" lambda="0.0477" rho="196.616" cT="777.08" mu="5.94" w80="2.62372" wsat="145" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:WDF_120 Ziegel-Perlite Füllung mit Ziegelstegen.;Für genauere Simulationen kann der Ziegel als Kombination Ziegelschicht(557) - Füllung(812) - Ziegelschicht(557) abgebildet werden.|en:WDF_120 Brick Perlite filling with brick web.|it:WDF_120 riempimento perlite con sezioni del mattone, per simulazioni precise il mattone può essere visualizzato come combinazione tra strato mattone (557) - riempimento (556) - strato mattone (557)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|en:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|it:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG" productID="de:WDF 120mm|en:WDF 120mm|it:WDF 120mm"/>
    <Material id="554" category="3" name="de:Ziegel Schlagmann WDF 120mm (PKS-Füllung mit Ziegelstegen)|en:Brick Schlagmann WDF 120mm (PKS-Filling with brick web)|it:Mattone Schlagmann WDF 120mm (riempimento PKS e sezioni del mattone)" lambda="0.0411" rho="102.477" cT="850.721" mu="10.33" w80="1.62158" wsat="25.13" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:WDF 120mm PKS-Füllung mit Ziegelstegen|en:WDF 120mm PKS-Filling with brick web|it:WDF 120mm riempimento PKS con sezioni del mattone" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|en:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|it:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="555" category="3" name="de:Ziegel Schlagmann WDF 180mm (Perlitefüllung mit Ziegelstegen)|en:Brick Schlagmann WDF 180mm (Perlite-Filling with brick web)|it:Mattone Schlagmann WDF 180mm (riempimento perlite con sezioni del mattone)" lambda="0.0475" rho="196.616" cT="777.08" mu="5.76" w80="2.62372" wsat="145" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:WDF 180mm Perlitefüllung mit Ziegelstegen.;Für genauere Simulationen kann der Ziegel als Kombination Ziegelschicht(557) - Füllung(812) - Ziegelschicht(557) abgebildet werden.|en:WDF 180mm Perlite-Filling with brick web.|it:WDF 180 mm riempimento perlite con sezioni del mattone, per simulazioni precise il mattone può essere visualizzato come combinazione tra strato mattone (557) - riempimento (556) - strato mattone (557)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|en:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|it:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG" productID="de:WDF 180mm|en:WDF 180mm|it:WDF 180mm"/>
    <Material id="557" category="3" name="de:Ziegel Schlagmann WDZ Ziegelhülle|en:Brick Schlagmann WDZ Brick Shell|it:Ziegel Schlagmann WDZ, solotanto l'involucro del mattone" lambda="0.26625" rho="1394.62" cT="1018.69" mu="13.9999" w80="13.3102" wsat="403.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:nur Außenhülle, kann mit verschiedenen Füllungen (z.B 812) verwendet werden.|en:only outer shell|it:l'involucro esterno del mattone" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|en:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|it:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="559" category="4" name="de:Carrara Mamor (Skulptur)|en:Carrara Marble (sculpture)|it:Marmo di Carrara (intagliato)" lambda="2.272" rho="2613.64" cT="728.025" mu="301.917" w80="0.17921" wsat="11" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:von einer der Witterung ausgesetzten Skulptur in Potsdam|en:from a sculpture from Potsdam, Germany|it:da una scultura in Potdam, esposta al tempo" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="560" category="4" name="de:Muschelkalk Fassadenplatte|en:Shell Limestone Facade Element|it:Pannello per facciata a base di calcare conchilifero" lambda="2.18" rho="2560.86" cT="651.057" mu="1.68385e+08" w80="5.10768" wsat="44.22" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:vom US Hauptquartier in Berlin|en:from US Headquarter in Berlin|it:dal US Hauptquartier a Berlino" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="561" category="4" name="de:Sandstein  Arholzen|en:Sandstone Arholzen|it:Pietra arenaria Arholzen" lambda="2.54" rho="2276.13" cT="787.943" mu="97.6126" w80="9.13883" wsat="114.125" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Subarkose - 5 - 25% des sandes durch Feldspat ersetzt.;Aus 37627 Arholzen.|en:Subarkose - 5 - 25% of sand grains are composed of feldspar.;From 37627 Arholzen, Germany.|it:Subgrovacche - 5 - 25% della sabbia è sostituita da feldspato; da 37627 Arholzen." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="562" category="4" name="de:Sandstein Karlshafener|en:Sandstone Karlshafener|it:Pietra arenaria Karlshafener" lambda="3.27667" rho="2411.61" cT="795.972" mu="178.528" w80="11.6221" wsat="73.93" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Subarkose, 80% Quarz, 5-10% Lithoklasten, 5 % Feldspäte, tonig-ferritische Matrix, rötliche Färbung durch Hämatit;gehört zur Gruppe Wesersandstein;aus 34385 Bad Karlshafen|en:Subarkose, 80% Quartz, 5-10% Lithoklasten, 5 % Feldspare, clayey-ferritic matrix, reddish coloring due to Haematite|it:Subgrovacche, 80% quarzo, 5-10% Lithoklasten, 5 % feldspato, matice ferruginosa argillosa, colore rossastro per via di ematite; appartiene al gruppe delle pietre arenarie Weser; da 34385 Bad Karlshafen" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="563" category="4" name="de:Sandstein Krenzheimer|en:Sandstone Krenzheimer|it:Pietra arenaria Krenzheimer" lambda="1.71" rho="2157.73" cT="814.544" mu="148.416" w80="2.97339" wsat="125" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="564" category="4" name="de:Sandstein Monte Merlo|en:Sandstone Monte Merlo|it:Pietra arenaria Monte Merlo" lambda="0.9556" rho="1966.97" cT="264.474" mu="106.947" w80="18.6624" wsat="120" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="565" category="4" name="de:Sandstein Oberkirchner|en:Sandstone Oberkirchner|it:Pietra arenaria Obernkirchener" lambda="2.94167" rho="2115.14" cT="846.49" mu="34.1213" w80="6.3093" wsat="130.4" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aus 31683 Obernkirchen|en:from 31683 Obernkirchen Germany|it:da 31683 Obernkirchen" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="566" category="4" name="de:Sandstone Reinhardsdorf|en:Sandstone Reinhardsdorf|it:Pietra arenaria Reinhardsdorf" lambda="2.40167" rho="1988.65" cT="882.562" mu="16.4639" w80="4.77869" wsat="202.74" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:neuere Messung gegenüber 221;Sandstein verwendet in der Frauenkirche Dresden.|en:Sandston used in Church of our Lady in Dresden, Germany.|it:Misurazione più recente rispetto 221, pietra arenaria usata nella Frauenkirche, Dresda." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:SfkRd|en:SfkRd|it:SfkRd"/>
    <Material id="567" category="4" name="de:Sandstein Sander|en:Sandstone Sander|it:Pietra arenaria Sander" lambda="1.41" rho="2032.39" cT="717.086" mu="25.8541" w80="27.1416" wsat="193.642" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Lithische Wacke, 70 % Quarz, 25 % Lithoklasten, 10 % Feldspat (beginnende Serizitsierung), 5 % Glimmer &amp; Chlorit, toniges Bindemittel, Schichtung im mm-Bereich.|en:Lithic Wacke, 70 % Quartz, 25 % Lithoklasten, 10 % Feldspare, 5 % mica &amp; Chlorite, clayey binding material.|it:Pietra vacca, 70 % quarzo, 25 % lithoclasto, 10 % feldspato (formazione di serizit iniziante), 5 % mica e clorito, legante argilloso, stratificazione nell'intervallo di mm." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="568" category="4" name="de:Sandstein Schleerither|en:Sandstone Schleerither|it:Pietra arenaria Schleerither" lambda="1.97333" rho="2043.24" cT="686.467" mu="25.4743" w80="23.9526" wsat="145" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="569" category="5" name="de:Beton|en:Concrete|it:Calcestruzzo" lambda="2.1" rho="2104.16" cT="1000" mu="76.1225" w80="102.27" wsat="219.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:von Frau Ben Hongrani aus Weimar|en:from Ms. Ben Hongrani from Weimar University|it:Dalla sig.ra Ben Hongrani di Weimar" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="570" category="5" name="de:Textilbeton|en:Textile reinforced Concrete|it:Calcestruzzo tessile" lambda="0.89825" rho="1941.19" cT="802.037" mu="426.957" w80="107.75" wsat="263" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:B54|en:B54|it:B54"/>
    <Material id="571" category="6" name="de:Klimaplatte (bis 2001)|en:Climate Board (until 2001)|it:Pannello isolante Klimaplatte (fino al 2001)|ru:Пластина из силиката кальция" lambda="0.06895" rho="270.137" cT="1157.88" mu="3.84795" w80="4.7422" wsat="900.184" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Verwendet in Hamstad Projekt|en:Used in project Hamstad|it:Usato nel progetto Hamstad|ru:Новая линия продуктов / Hamstad" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|ru:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID="de:Klimaplatte|en:Climate Board|it:Pannello isolante Klimaplatte"/>
    <Material id="577" category="6" name="de:Pyrogene-Kieselsäure-Platte (hydrophob)|en:Pyrogenic Silica Board (hydrophobic)|it:Pannello di silice pirogenica (idrofobo)" lambda="0.019" rho="20" cT="840" mu="6.22" w80="0.848072" wsat="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:mögliche Dicken|en:possible thickness|it:spessori possibili" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:CONFIRA Werkstoff GmbH|en:CONFIRA Werkstoff GmbH|it:CONFIRA Werkstoff GmbH" productID="de:versa-Q® 200|en:versa-Q® 200|it:versa-Q® 200"/>
    <Material id="580" category="6" name="de:Zellulose-Einblasdämmung|en:Blown-in Cellulose|it:Isolamento con insufflaggio di cellulosa|ru:Изоляция методом вдувания из целлюлозы" lambda="0.0482" rho="55.2162" cT="2544.42" mu="2.0487" w80="6.33495" wsat="780" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:HINWEIS|en:HINT|it:INDICAZIONE|ru:Примечание" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH|en:CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH|it:CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH" productID=""/>
    <Material id="581" category="6" name="de:Dennert Mineralschaum Poratec Außen|en:Dennert Mineral Foam Poratec Außen|it:Pannello di schiuma minerale Dennert Poratec da esterno" lambda="0.0491" rho="133.052" cT="1133.1" mu="5.1736" w80="8.13598" wsat="650" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:poratec GmbH Dämmstoffsysteme|en:poratec GmbH Dämmstoffsysteme|it:poratec GmbH Dämmstoffsysteme" productID=""/>
    <Material id="582" category="6" name="de:Dennert Mineralschaum Poratec Innen|en:Dennert Mineral foam Poratec Innen|it:Pannello di schiuma Minerale Dennert Poratec da interno" lambda="0.0465667" rho="128.45" cT="892.599" mu="4.4863" w80="5.15508" wsat="422.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Proben Id Ct_Poi|en:Sample Id Ct_Poi|it:Id campioni Ct_Poi" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:poratec GmbH Dämmstoffsysteme|en:poratec GmbH Dämmstoffsysteme|it:poratec GmbH Dämmstoffsysteme" productID="de:Poratec Innen|en:Poratec inside|it:Poratec all'interno"/>
    <Material id="583" category="6" name="de:Wärmedämmlehm  Kork-Flexplatte|en:Insulation Loam Cork-Flexboard|it:Pannello flessibile termoisolante in sughero e argilla" lambda="0.0849875" rho="460.371" cT="802.58" mu="19.7859" w80="37.8729" wsat="584.97" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID=""/>
    <Material id="584" category="6" name="de:Wärmedämmlehm  Kork-Ziegel|en:Insulation Loam Cork Brick|it:Mattone termoisolante in sughero e argilla" lambda="0.0779" rho="359.731" cT="630.677" mu="28.6957" w80="8.8279" wsat="408.48" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID="de:WDL-K|en:WDL-K|it:WDL-K"/>
    <Material id="585" category="6" name="de:Isocell Cellulose-Dämmputz Renocell|en:Isocell Cellulose-Insulation Plaster Renocell|it:Isocell intonaco isolante con cellulosa Renocell" lambda="0.0564" rho="152.491" cT="1695.37" mu="6.94224" w80="13.2429" wsat="800" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:ISOCELL VERTRIEBSGMBH|en:ISOCELL VERTRIEBSGMBH|it:ISOCELL VERTRIEBSGMBH" productID="de:Isocell-Zellulosefaser|en:Isocell cellulose fibre|it:Fibra di cellulosa Isocell"/>
    <Material id="586" category="6" name="de:Keimfarben Mineralschaum xPor Aussen|en:Keimfarben Mineral Foam xPor Outside|it:Schiuma minerale Keimfarben xPor per esterni" lambda="0.045" rho="125.716" cT="968.41" mu="5.68234" w80="4.03621" wsat="180" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG|en:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG|it:KEIMFARBEN GmbH &amp; CO.KG" productID="de:KEIM Multipor-Mineraldämmplatte|en:KEIM Multipor-Mineraldämmplatte|it:Pannello isolante minerale Multipor KEIM"/>
    <Material id="587" category="6" name="de:Holzfaserdämmplatte (Funktionsschicht Innen in Höhenrichtung)|en:Wood Fibre Board (functional layer inside height direction)|it:Pannello isolante in fibra di legno (strato funzionale all'interno in direzione dell'altezza)" lambda="0.0581" rho="183.478" cT="1474.86" mu="4.92349" w80="24.3524" wsat="312.034" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH" productID=""/>
    <Material id="588" category="6" name="de:Holzfaserdämmplatte (Funktionsschicht Innen in Dickenrichtung)|en:Wood Fibre Board (functional layer inside width direction)|it:Pannello isolante in fibra di legno (strato funzionale all'interno in direzione dello spessore)" lambda="0.0581" rho="183.478" cT="1474.86" mu="4.92349" w80="24.3524" wsat="312.034" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH" productID=""/>
    <Material id="589" category="6" name="de:Mineralschaum Mineraldämmplatte-MI-XI|en:Mineral Foam Insulation Board|it:Pannello isolante minerale in schiuma minerale MI-XI" lambda="0.045" rho="125.716" cT="968.41" mu="5.68234" w80="4.03621" wsat="180" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|en:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|it:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG" productID="de:Mineraldämmplatte MI-XI|en:Mineral Foam Board MI-XI|it:pannello isolante minerale MI-XI"/>
    <Material id="590" category="6" name="de:Redstone Mineralschaum Pura Innen|en:Redstone Mineral Foam Pura Inside|it:Redstone schiuma minerale per d'interni Pura" lambda="0.0465667" rho="128.45" cT="892.599" mu="4.4863" w80="5.15508" wsat="422.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mineraldämmplatte für Innen|en:Mineral foam insulation board for inside|it:Pannello isolante minerale per interni" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:redstone GmbH|en:redstone GmbH|it:redstone GmbH" productID="de:Pura Mineraldämmplatte hydrophil|en:Pura Mineraldämmplatte hydrophil|it:Pannello isolante minerale Pura, idrofilo"/>
    <Material id="591" category="6" name="de:Remmers Calciumsilikat Schimmelsanierplatte 1|en:Remmers Calciumsilicate Mould Renovation Board 1|it:Remmers pannello di silicato di calcio per risanamento 1" lambda="0.0671167" rho="350.876" cT="901.941" mu="9.22285" w80="9.97565" wsat="850" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="592" category="6" name="de:Remmers Calciumsilikat Schimmelsanierplatte 2|en:Remmers Calciumsilicate Mouls Renovation Board 2|it:Remmers pannello di silicato di calcio per risanamento 2" lambda="0.06775" rho="296.824" cT="997.399" mu="10.5862" w80="22.3307" wsat="871.38" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="593" category="6" name="de:Sto Mineralschaum StoTherm-Cell|en:Sto Mineral Foam StoTherm-Cell|it:Pannello isolante in schiuma minerale StoTherm-Cell" lambda="0.042" rho="98.5352" cT="1331.02" mu="6.7296" w80="5.23019" wsat="128.01" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Sto SE &amp; Co. KGaA|en:Sto SE &amp; Co. KGaA|it:Sto SE &amp; Co. KGaA" productID="de:StoTherm Cell|en:StoTherm Cell|it:StoTherm Cell"/>
    <Material id="595" category="6" name="de:Mineralschaum Multipor (ab 2011)|en:Mineral Foam Multipor (from 2011)|it:Schiuma minerale Multipor (dal 2011)" lambda="0.042" rho="98.5352" cT="1331.02" mu="6.7296" w80="5.23019" wsat="128.01" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID=""/>
    <Material id="596" category="6" name="de:Ytong Mineralschaum Multipor-045 2007|en:Ytong Mineral Foam Multipor-045 2007|it:Schiuma minerale Ytong Mineralschaum Multipor-045 2007" lambda="0.045" rho="125.716" cT="968.41" mu="5.68234" w80="4.03621" wsat="180" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID=""/>
    <Material id="597" category="6" name="de:Ytong Mineralschaum Multipor 2004|en:Ytong Mineral Foam Multipor 2004|it:Schiuma minerale Ytong Mineralschaum Multipor 2004" lambda="0.0483" rho="115.2" cT="1292.35" mu="4.07222" w80="8.66375" wsat="366" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Produktion bis etwa 2004|en:Production until about 2004|it:Produzione circa fino al 2004" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Xella International GmbH|en:Xella International GmbH|it:Xella International GmbH" productID="de:Multipor|en:Multipor|it:Multipor"/>
    <Material id="599" category="7" name="de:Gipskarton Knauf Standard|en:Gypsum Board Knauf Standard|it:Cartongesso Knauf Standard" lambda="0.1769" rho="745.07" cT="1825.94" mu="10.951" w80="8.76403" wsat="574.931" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Knauf Gips KG|en:Knauf Gips KG|it:Knauf Gips KG" productID="de:Knauf Standard|en:Knauf Standard|it:Knauf Standard"/>
    <Material id="600" category="8" name="de:Buchenholz Longitudinal|en:Beechwood Longitudinal|it:Faggio longitudinale" lambda="0.277" rho="721.919" cT="2005.17" mu="4.87505" w80="89.5437" wsat="623.834" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="601" category="8" name="de:Buchenholz Radial|en:Beechwood Radial|it:Faggio radiale" lambda="0.178" rho="721.919" cT="1160.22" mu="143.851" w80="90.7147" wsat="623.834" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="602" category="6" name="de:Bims-Platten|en:Pumice Board|it:Pannello di pomice" lambda="0.14" rho="485" cT="894" mu="8.5" w80="3.69243" wsat="650" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH" productID=""/>
    <Material id="603" category="12" name="de:Grünberg PA6|en:Grünberg PA6|it:Grünberg PA6" lambda="0.23" rho="587.607" cT="1300" mu="5313.23" w80="14.0334" wsat="113.863" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0.5mm, sd-Wert=2,7m, Flächengewicht=621g/m2|en:flim thickness=0.5mm, sd-value=2,7m, basis weight=621g/m2|it:Spessore foglio=0.5mm, valore-sd=2,7m, grammatura=621g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PA6 0,5mm|en:PA6 0,5mm|it:PA6 0,5mm"/>
    <Material id="604" category="12" name="de:Grünberg PA610|en:Grünberg PA610|it:Grünberg PA610" lambda="0.23" rho="489.345" cT="1300" mu="3800.36" w80="21.6768" wsat="106.772" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=1mm, sd-Wert=3,8m, Flächengewicht=1036g/m2|en:film thickness=1mm, sd-value=3,8m, basis weight=1036g/m2|it:Spessore foglio=1mm, valore-sd=3,8m, grammatura=1036g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Pa05_10|en:Pa05_10|it:Pa05_10"/>
    <Material id="605" category="12" name="de:Grünberg PE_XT|en:Grünberg PE_XT|it:Grünberg PE_XT" lambda="0.38" rho="462.893" cT="1850" mu="6601.28" w80="0.0401292" wsat="0.510917" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=1mm, sd-Wert=6,6m, Flächengewicht=993g/m2|en:film thickness=1mm, sd-value=6,6m, basis weight=993g/m2|it:Spessore foglio=1mm, valore-sd=6,6m, grammatura=993g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PE_XT 1,0|en:PE_XT 1,0|it:PE_XT 1,0"/>
    <Material id="606" category="12" name="de:Grünberg PS05|en:Grünberg PS05|it:Grünberg PS05" lambda="0.15" rho="479.741" cT="1170" mu="6584.11" w80="0.0185007" wsat="13.82" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,5mm, sd-Wert=3,3m, Flächengewicht=510g/m2|en:film thickness=0,5mm, sd-value=3,3m, basis weight=510g/m2|it:Spessore foglio=0,5mm, valore-sd=3,3m, grammatura=510g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PS05|en:PS05|it:PS05"/>
    <Material id="607" category="12" name="de:Grünberg PS10|en:Grünberg PS10|it:Grünberg PS10" lambda="0.15" rho="479.741" cT="1170" mu="2262.39" w80="0.0485288" wsat="2.20044" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=1mm, sd-Wert=2,3m, Flächengewicht=1033g/m2|en:film thickness=1mm, sd-value=2,3m, basis weight=1033g/m2|it:Spessore foglio=1mm, valore-sd=2,3m, grammatura=1033g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PS 10|en:PS 10|it:PS 10"/>
    <Material id="608" category="12" name="de:Owolen DB Multi|en:Owolen DB Multi" lambda="0.23" rho="1275.96" cT="1000" mu="94384.5" w80="44.3143" wsat="113" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke 0,05mm, sd-Wert(dry cup)=4,7m;DELPHIN Nutzer|en:film thickness 0.05mm, sd-value(dry cup)=4.7m;DELPHIN user" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9" producer="de:OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE|en:OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE" productID=""/>
    <Material id="609" category="12" name="de:Pavatex Luftdichtbahn|en:Pavatex airtight layer|it:Pavatex membrane per barriere all'aria" lambda="0.23" rho="381.269" cT="1000" mu="187.533" w80="0.330339" wsat="345.12" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,47mm, sd-Wert=0,09m, Flächengewicht=190g/m2|en:film thickness=0.47mm, sd-value=0.09m, basis weight=190g/m2|it:Spessore foglio=0,47mm, valore-sd=0,09m, grammatura=190g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:PAVATEX GmbH|en:PAVATEX GmbH|it:PAVATEX GmbH" productID="de:LDB 002|en:LDB 002|it:LDB 002"/>
    <Material id="610" category="12" name="de:PCH NUPET Dresden|en:PCH NUPET Dresden|it:PCH NUPET Dresden" lambda="0.38" rho="678.145" cT="1850" mu="2910.31" w80="3.39641" wsat="7.19477" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foiliendicke=1mm, sd-Wert=2,9m, Flächengewicht=1467g/m2;Folie quillt bei höherer Feuchte.|en:film thickness=1mm, sd-value=2.9m, basis weight=1467g/m2;Foil is swelling at higher humidities.|it:Spessore foglio=1mm, valore-sd=2,9m, grammatura=1467g/m2; il foglio si gonfia ad umidità più alta." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Nupet 1,0|en:Nupet 1,0|it:Nupet 1,0"/>
    <Material id="611" category="12" name="de:KVS ABS|en:KVS ABS|it:KVS ABS" lambda="0.15" rho="725.244" cT="1170" mu="11490.8" w80="1.5902" wsat="10.5006" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,35mm, sd-Wert=4,0m, Flächengewicht=366g/m2|en:film thickness=0.35mm, sd-value=4.0m, basis weight=366g/m2|it:Spessore foglio=0,35mm, valore sd=4,0m, grammatura=366g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KVS GmbH|en:KVS GmbH|it:KVS GmbH" productID="de:ABS|en:ABS|it:ABS"/>
    <Material id="612" category="12" name="de:KVS PS SB|en:KVS PS SB|it:KVS PS SB" lambda="0.15" rho="505.054" cT="1170" mu="4294.5" w80="0.0920222" wsat="10.5006" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,5mm, sd-Wert=2,1m, Flächengewicht=366g/m2|en:film thickness=0,5mm, sd-value=2,1m, basis weight=366g/m2|it:Spessore foglio=0,5mm, valore sd=2,1m, grammatura=366g/m2" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KVS GmbH|en:KVS GmbH|it:KVS GmbH" productID="de:PS SB (HIPS) 0,5|en:PS SB (HIPS) 0,5|it:PS SB (HIPS) 0,5"/>
    <Material id="613" category="12" name="de:Weimar LU|en:Weimar LU|it:Weimar LU" lambda="0.17" rho="1020.39" cT="1800" mu="553.738" w80="4.61564" wsat="9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=3mm, sd-Wert=1,7m, Flächengewicht=3087g/m2;vergossen oder aufgespritzt;basiert auf Lustran®  von Styrolution Köln GmbH|en:film thickness=3mm, sd-value=1,7m, basis wieght=3087g/m2|it:Spessore foglio=3mm, valore-sd=1,7m, grammatura=3087g/m2; rivestito o applicato con la pistola a spruzzo; si basa su Lustran® di Styrolution Köln GmbH" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Lustran|en:Lustran|it:Lustran"/>
    <Material id="614" category="12" name="de:Weimar MA|en:Weimar MA|it:Weimar MA" lambda="0.17" rho="1061.38" cT="1800" mu="556.825" w80="4.68914" wsat="6.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=3mm, sd-Wert=1,7m, Flächengewicht=3154g/m2;vergossen oder aufgespritzt;basiert auf MAGNUM™ von DOW|en:film thickness=3mm, sd-value=1,7m, basis weight=3154g/m2;based on MAGNUM™ von DOW|it:Spessore foglio=3mm, valore-sd=1,7m, grammatura=3154g/m2 ;rivestito o applicato con la pistola a spruzzo; si basa su MAGNUM™ von DOW" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Magnum|en:Magnum|it:Magnum"/>
    <Material id="615" category="5" name="de:Textilbeton|en:Textile reinforced Concrete|it:Calcestruzzo tessile" lambda="0.74525" rho="1905.95" cT="880.022" mu="483.188" w80="101.779" wsat="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:B57|en:B57|it:B57"/>
    <Material id="616" category="5" name="de:Textilbeton|en:Textile reinforced Concrete|it:Calcestruzzo tessile" lambda="0.81375" rho="1974.67" cT="808.031" mu="271.627" w80="98.7224" wsat="243" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PR11|en:PR11|it:PR11"/>
    <Material id="617" category="5" name="de:Textilbeton|en:Textile reinforced Concrete|it:Calcestruzzo tessile" lambda="0.804417" rho="1945.36" cT="829.2" mu="231.648" w80="121.165" wsat="290" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PR12|en:PR12|it:PR12"/>
    <Material id="618" category="5" name="de:Textilbeton|en:Textile reinforced Concrete|it:Calcestruzzo tessile" lambda="0.6942" rho="1947.79" cT="876.796" mu="297.989" w80="104.182" wsat="263" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PR13|en:PR13|it:PR13"/>
    <Material id="619" category="5" name="de:Textilbeton|en:Textile reinforced Concrete|it:Calcestruzzo tessile" lambda="0.804083" rho="2327.03" cT="759.828" mu="270" w80="63.6334" wsat="168" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PR30|en:PR30|it:PR30"/>
    <Material id="620" category="5" name="de:Textilbeton|en:Textile reinforced Concrete|it:Calcestruzzo tessile" lambda="0.939111" rho="2346.17" cT="798.967" mu="422.148" w80="63.2218" wsat="158" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:PR31|en:PR31|it:PR31"/>
    <Material id="621" category="10" name="de:Humoser Oberboden|en:Humus Bearing Topsoil|it:Strato di terreno con humus" lambda="0.166333" rho="1115.27" cT="1216.45" mu="4.78754" w80="176.024" wsat="578" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Ludmilla Wohnpark Landshut|en:&quot;Ludmilla Wohnpark&quot; Landshut, Germany|it:Ludmilla Residential Park Landshut" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Ah-M|en:Ah-M|it:Ah-M"/>
    <Material id="622" category="10" name="de:Sand Bv-M2|en:Sand Bv-M2|it:Sabbia Bv-M2" lambda="0.3135" rho="1729.68" cT="1232.89" mu="9.28327" w80="7.42436" wsat="343" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Ludmilla Wohnpark Landshut|en:&quot;Ludmilla Wohnpark&quot; Landshut, Germany|it:Ludmilla Residential Park Landshut" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Bv|en:Bv|it:Bv"/>
    <Material id="623" category="10" name="de:Boden Bv-M3 (lehmig tonig)|en:Soil Bv-M3 (clayey)|it:Terreno Bv-M3 (limoso argilloso)" lambda="0.1175" rho="1256.92" cT="1221.68" mu="4.47676" w80="47.1319" wsat="580" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Ludmilla Wohnpark Landshut|en:Ludmilla Wohnpark Landshut, Germany|it:Ludmilla Residential Park Landshut" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:S1|en:S1|it:S1"/>
    <Material id="624" category="10" name="de:Boden Bv-M4 (lehmig sandig)|en:Soil Bv-M4 (clayey sandy)|it:Terreno Bv-M4 (argillo sabbioso)" lambda="0.2105" rho="1524.8" cT="1300.14" mu="5.88746" w80="13.557" wsat="450" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Ludmilla Wohnpark Landshut|en:Ludmilla Wohnpark Landshut, Germany|it:Ludmilla Residential Park Landshut" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:S2|en:S2|it:S2"/>
    <Material id="626" category="8" name="de:Fichte Radial/tangetial|en:Spruce_radial/tangential|it:Abente rosso radiale/tangenziale" lambda="0.079" rho="425" cT="1245" mu="73" w80="72.5579" wsat="590.17" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:File creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:Appenzell|en:Appenzell|it:Appenzell"/>
    <Material id="627" category="2" name="de:Schimmelsanierspachtel|en:Mould Renovation Filler|it:Spatolo da restauro antimuffa" lambda="0.478583" rho="1268.98" cT="1453.04" mu="13.9173" w80="31.4776" wsat="326.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:wie iQTop|en:like IQ-Top|it:come iQTop" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:2996|en:2996|it:2996"/>
    <Material id="629" category="2" name="de:Kalkputz|en:Lime Plaster|it:Intonaco di calce" lambda="0.412167" rho="1498.42" cT="802.373" mu="9.25744" w80="34.1591" wsat="430" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SCHAEFER KALK GmbH &amp; Co KG|en:SCHAEFER KALK GmbH &amp; Co KG|it:SCHAEFER KALK GmbH &amp; Co KG" productID="de:SK_KP|en:SK_KP|it:SK_KP"/>
    <Material id="630" category="2" name="de:Kalkzement Leichtputz|en:Lime Cement Plaster light|it:Intonaco in cemento calce (peso leggero)" lambda="0.2248" rho="1023.82" cT="1090.03" mu="6.14915" w80="24.5827" wsat="444.97" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:siehe Renocell Innenputz|en:see Renocell inside plaster|it:vd. Renocell intonaco per interni" source="de:Tu Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:w&amp;p Zement GmbH|en:w&amp;p Zement GmbH|it:w&amp;p Zement GmbH" productID=""/>
    <Material id="643" category="6" name="de:Multipor Mineraldämmplatte 2014|en:Multipor Minerally insulation board 2014|it:Pannello isolante minerale Multipor 2014" lambda="0.0440917" rho="98.5352" cT="1331.02" mu="3" w80="5.23019" wsat="128.01" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:042 Kompromiss, ab 2014, Dicke ab 50mm|en:042 Adoption, since 2014, thicknes grater equal 50mm|it:042 compromesso, dal 2014, spessore da 50mm" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:Xella International|en:Xella International|it:Xella International" productID="de:Multipor|en:Multipor|fr:Multipor|it:Multipor"/>
    <Material id="644" category="6" name="de:Mineralwolle|en:Mineral Wool|fr:laine minérale|it:Lana minerale|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.04" rho="37" cT="840" mu="1" w80="0.0678175" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="645" category="6" name="de:Mineralwolle|en:Mineral Wool|fr:laine minérale|it:Lana minerale|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.04" rho="67" cT="840" mu="1" w80="0.0808084" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="646" category="6" name="de:Mineralwolle|en:Mineral Wool|fr:laine minérale|it:Lana minerale|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.04" rho="112" cT="840" mu="1" w80="0.161416" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="647" category="6" name="de:Mineralwolle|en:Mineral Wool|fr:laine minérale|it:Lana minerale|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.04" rho="134" cT="840" mu="1" w80="0.366161" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="648" category="6" name="de:Mineralwolle|en:Mineral Wool|fr:laine minérale|it:Lana minerale|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.04" rho="168" cT="840" mu="1" w80="0.388969" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="649" category="6" name="de:Mineralwolle|en:Mineral Wool|fr:laine minérale|it:Lana minerale|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.04" rho="195" cT="840" mu="1" w80="0.595531" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="650" category="7" name="de:OSB Platte|en:OSB|fr:Panneau OSB|it:Pannello OSB" lambda="0.13" rho="595" cT="1500" mu="165" w80="95.6807" wsat="847" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:MASEA Datenbank - Originaldaten IBP Holzkirchen|en:MASEA Database - Original data IBP Holzkirchen|it:Database MASEA - dati originali IBP Holzkirchen" source="de:MASEA Datenbank|en:MASEA Database|it:Database MASEA" producer="de:Kronospan|en:Kronospan|it:Kronospan" productID=""/>
    <Material id="653" category="7" name="de:AQUAPANEL Cement Board Indoor|en:AQUAPANEL Cement Board Indoor|it:AQUAPANEL Cement Board Indoor" lambda="0.315833" rho="1209.18" cT="1247.05" mu="31.3405" w80="75.045" wsat="235.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:AQUAPANEL Cement Board Indoor|en:AQUAPANEL Cement Board Indoor|it:AQUAPANEL Cement Board Indoor"/>
    <Material id="654" category="7" name="de:AQUAPANEL Cement Board Outdoor|en:AQUAPANEL Cement Board Outdoor|it:AQUAPANEL Cement Board Outdoor" lambda="0.31255" rho="1158.74" cT="1187.97" mu="26.4023" w80="70.9441" wsat="283.64" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:AQUAPANEL Cement Board Outdoor|en:AQUAPANEL Cement Board Outdoor|it:AQUAPANEL Cement Board Outdoor"/>
    <Material id="655" category="2" name="de:AQUAPANEL Cement Mörtel|en:AQUAPANEL Cement Mortar|it:AQUAPANEL Malta cementizia" lambda="0.539833" rho="1248.19" cT="1136.68" mu="13.2359" w80="40.3928" wsat="179.05" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID=""/>
    <Material id="656" category="2" name="de:TecTem Innenputz|en:TecTem Inside Plaster|it:TecTem intonaco per interni" lambda="0.3145" rho="1279.1" cT="827.318" mu="10.2277" w80="25.3651" wsat="283.33" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:TecTem Innenputz|en:TecTem Innenputz|it:TecTem intonaco per interni"/>
    <Material id="657" category="6" name="de:TecTem Insulation Board Indoor 120 - 200 mm|en:TecTem Insulation Board Indoor 120 - 200 mm|it:TecTem pannello isolante per interni 120 - 200 mm" lambda="0.0462" rho="100.287" cT="1640.08" mu="8.00016" w80="3.54179" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für Dicken ab 120mm|en:Thickness greater equal 120mm|it:Per spessori da 120mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|fr:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:5774|en:5774|it:5774"/>
    <Material id="658" category="6" name="de:TecTem Insulation Board Indoor 80 + 100 mm|en:TecTem Insulation Board Indoor 80 + 100 mm|it:TecTem pannello isolante per interni 80 + 100 mm" lambda="0.0462" rho="100.287" cT="1640.08" mu="8.00016" w80="3.54179" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dicke von 80 und 100 mm|en:Thickness of 80 and 100 mm|it:Spessori da 80 e 100 mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|fr:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:5774|en:5774|it:5774"/>
    <Material id="659" category="6" name="de:TecTem Insulation Board Indoor 50 + 60 mm|en:TecTem Insulation Board Indoor 50 + 60 mm|it:TecTem pannello isolante per interni 50 + 60 mm" lambda="0.0462" rho="100.287" cT="1640.08" mu="8.00016" w80="3.54179" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für Dicken von 50 und 60 mm|en:For thickness of 50 and 60 mm|it:Per spessori di 50 e 60 mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|fr:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:5774|en:5774|it:5774"/>
    <Material id="660" category="6" name="de:TecTem Insulation Board Indoor Historic 60 mm|en:TecTem Insulation Board Indoor Historic 60 mm|it:TecTem pannello isolante per interno Historic 60 mm" lambda="0.0497167" rho="157.946" cT="1131.63" mu="7.69509" w80="4.53899" wsat="777" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Innendämmplatte für Fachwerk, nur erhältlich mit einer Dicke von 60 mm|en:Inside insulation board for timber framework, only avalable with thickness of 60 mm|it:Pannello isolante per interni per costruzioni a traliccio, disponibile solo con uno spessore di 60 mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:5773|en:5773|it:5773"/>
    <Material id="661" category="6" name="de:TecTem Laibungsplatte 25 mm|en:TecTem Jamb Board 25 mm|it:TecTem pannello per spalletta 25 mm" lambda="0.0497167" rho="157.946" cT="1131.63" mu="7.69509" w80="4.53899" wsat="777" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:EN|en:Inside insulation board for timber framework|it:EN" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:5773|en:5773|it:5773"/>
    <Material id="662" category="6" name="de:TecTem Insulation Board Indoor Climaprotect 25 mm|en:TecTem Insulation Board Indoor Climaprotect 25 mm|it:TecTem pannello isolante per interni Climaprotect 25 mm" lambda="0.0497167" rho="157.946" cT="1131.63" mu="7.69509" w80="4.53899" wsat="777" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:EN|en:Inside insulation board for timber framework|it:EN" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:5773|en:5773|it:5773"/>
    <Material id="663" category="2" name="de:TecTem Klebespachtel Lehm|en:TecTem Clay-based Mortar|it:TecTem mastice a base di argilla" lambda="0.7" rho="1700" cT="1000" mu="11" w80="41" wsat="407" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID=""/>
    <Material id="664" category="2" name="de:TecTem Klebespachtel|en:TecTem Adhesive Mortar|it:Mastice TecTem" lambda="0.520667" rho="1396.69" cT="1121.51" mu="15.4342" w80="52.1447" wsat="238.772" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID=""/>
    <Material id="665" category="2" name="de:TecTem Grundputz Lehm|en:TecTem Clay-based plaster|it:TecTem intonaco di fondo a base di argilla" lambda="0.91" rho="1700" cT="1000" mu="10" w80="20" wsat="320" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID=""/>
    <Material id="667" category="2" name="de:Rotkalk Fein|en:Rotkalk fine|it:Intonaco fine Rotkalk" lambda="0.3145" rho="1279.1" cT="827.318" mu="10.2277" w80="25.3651" wsat="283.33" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID="de:TecTem Innenputz|en:TecTem Innenputz|it:Intonaco per interni TecTem"/>
    <Material id="668" category="2" name="de:Rotkalk Filz 1|en:Rotkalk felt 1|it:Intonaco Rotkalk Filz 1" lambda="0.3145" rho="1279.1" cT="827.318" mu="10.2277" w80="25.3651" wsat="283.33" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID="de:TecTem Innenputz|en:TecTem Innenputz|it:Intonaco per interni TecTem"/>
    <Material id="669" category="2" name="de:Rotkalk Filz 2|en:Rotkalk felt 2|it:Intonaco Rotkalk Filz 2" lambda="0.3145" rho="1279.1" cT="827.318" mu="10.2277" w80="25.3651" wsat="283.33" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID="de:TecTem Innenputz|en:TecTem Innenputz|it:Intonaco per interni TecTem"/>
    <Material id="670" category="2" name="de:Rotkalk Filz 05|en:Rotkalk felt 05|it:Intonaco Rotkalk Filz 05" lambda="0.3145" rho="1279.1" cT="827.318" mu="10.2277" w80="25.3651" wsat="283.33" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID="de:TecTem Innenputz|en:TecTem Innenputz|it:Intonaco per interni TecTem"/>
    <Material id="672" category="6" name="de:Rotkalk in-Board 045 TecTem 50 + 60 mm|en:Rotkalk in-Board 045 TecTem 50 + 60 mm|it:Pannello Rotkalk in 045 TecTem 50 + 60 mm" lambda="0.0462" rho="100.287" cT="1640.08" mu="8.00016" w80="3.54179" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für Dicken von 50 und 60 mm|en:For thickness of 50 and 60 mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|fr:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG|ru:KNAUF Gips KG" productID="de:Rotkalk in-Board 045 TecTem|en:Rotkalk in-Board 045 TecTem|it:Pannello Rotkalk in 045 TecTem"/>
    <Material id="673" category="6" name="de:Rotkalk in-Board 045 TecTem 80 + 100 mm|en:Rotkalk in-Board 045 TecTem 80 + 100 mm|it:Pannello Rotkalk in 045 TecTem 80 + 100 mm" lambda="0.0462" rho="100.287" cT="1640.08" mu="8.00016" w80="3.54179" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dicke von 80 und 100 mm|en:Thickness of 80 and 100 mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|fr:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG|ru:KNAUF Gips KG" productID="de:Rotkalk in-Board 045 TecTem|en:Rotkalk in-Board 045 TecTem|it:Pannello Rotkalk in 045 TecTem"/>
    <Material id="674" category="2" name="de:Rotkalk in-Klebemörtel TecTem|en:Rotkalk in-Adhesive Mortar TecTem|it:Rotkalk in-malta collante TecTem" lambda="0.520667" rho="1396.69" cT="1121.51" mu="15.4342" w80="52.1447" wsat="238.772" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID=""/>
    <Material id="675" category="6" name="de:Rotkalk in-Board Laibung TecTem|en:Rotkalk in-board Jamb TecTem|it:Rotkalk in-board Jamb TecTem" lambda="0.0497167" rho="157.946" cT="1131.63" mu="7.69509" w80="4.53899" wsat="777" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Innendämmplatte für Fachwerk|en:Inside insulation board for timber framework" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG|ru:KNAUF Gips KG" productID="de:Rotkalk in-Board Laibung TecTem|en:Rotkalk in-board Jamb TecTem|it:Rotkalk in-board Jamb TecTem"/>
    <Material id="676" category="2" name="de:Rotkalk Struktur 1.5|en:Rotkalk Struktur 1.5|it:Intonaco fine marmoreo Rotkalk Struktur 1.5" lambda="0.3145" rho="1279.1" cT="827.318" mu="10.2277" w80="25.3651" wsat="283.33" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID="de:TecTem Innenputz|en:TecTem Innenputz|it:Intonaco per interni TecTem"/>
    <Material id="678" category="2" name="de:Armierungsputz|en:Basecoat Plaster|it:Intonaco armato Schwenk" lambda="0.2835" rho="1088.6" cT="1282.9" mu="11.7489" w80="91.7484" wsat="301.294" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schwenk Putztechnik|en:Schwenk Putztechnik|it:Schwenk Putztechnik" productID="de:SkAM|en:SkAM|it:SkAM"/>
    <Material id="679" category="2" name="de:Ausgleichsputz|en:Levelling Plaster|it:Intonaco di livellamento" lambda="0.319333" rho="1248.93" cT="1252.8" mu="13.9009" w80="57.9159" wsat="361.99" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schwenk Putztechnik|en:Schwenk Putztechnik|it:Schwenk Putztechnik" productID="de:SkAP|en:SkAP|it:SkAP"/>
    <Material id="680" category="2" name="de:Glättspachtel|en:Smoothing Trowel|it:Stucco liscio" lambda="0.314" rho="1349.64" cT="1049.51" mu="8.32149" w80="56.3689" wsat="465.722" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schwenk Putztechnik|en:Schwenk Putztechnik|it:Schwenk Putztechnik" productID="de:SkGS|en:SkGS|it:SkGS"/>
    <Material id="681" category="2" name="de:Kalkinnenputz|en:Lime Plaster Indoor|it:Intonaco di calce per interni" lambda="0.377333" rho="1245.29" cT="1026.47" mu="8.36232" w80="54.1986" wsat="283.38" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schwenk Putztechnik|en:Schwenk Putztechnik|it:Schwenk Putztechnik" productID="de:KIP|en:KIP|it:KIP"/>
    <Material id="682" category="2" name="de:Kleber für Innendämmsystem|en:Adhesive for Indoor Insulation|it:Collante per sistema termoisolante per interni" lambda="0.408333" rho="1252.16" cT="1142.32" mu="14.8758" w80="37.1101" wsat="342.882" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Kalkbasierender Kleber|en:Lime based adhesive|it:Collante a base di calce" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schwenk Putztechnik|en:Schwenk Putztechnik|it:Schwenk Putztechnik" productID="de:SkKL|en:SkKL|it:SkKL"/>
    <Material id="685" category="3" name="de:Kalksandstein|en:Lime-Sandbrick|it:Pietra artificale" lambda="1.188" rho="1704.6" cT="890.929" mu="18.7439" w80="10.4841" wsat="238.48" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:vom CoolBricks Projekt Hamburg|en:from CoolBricks Project Hamburg|it:Dal progetto CoolBricks Amburgo" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="686" category="3" name="de:Ziegel|en:Brick|it:Mattone" lambda="0.8112" rho="1787.9" cT="799.734" mu="28.2873" w80="0.504954" wsat="239.861" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:vom CoolBricks Projekt Hamburg|en:from CoolBricks Project Hamburg|it:Dal progetto CoolBricks Hamburg" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:CoolBricks Hamburg|en:CoolBricks Hamburg|it:CoolBricks Hamburg" productID=""/>
    <Material id="687" category="5" name="de:Straßenbeton B60|en:Street Concrete B60|it:Calcestruzzo per pavimentazione stradale B60" lambda="1.73812" rho="2204.65" cT="713.374" mu="180" w80="30.7863" wsat="73" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:von BAM Berlin|en:from BAM Berlin|it:dalla BAM Berlino" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:SB_B60|en:SB_B60|it:SB_B60"/>
    <Material id="689" category="6" name="de:Resolharzschaum|en:Phenolic foam|it:Schiuma resina-fenoliche" lambda="0.02" rho="35.4877" cT="1470" mu="113.727" w80="1.96648" wsat="501.181" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Kingspan Insulation GmbH &amp; Co. KG|en:Kingspan Insulation GmbH &amp; Co. KG|it:Kingspan Insulation GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="690" category="6" name="de:Riedstrohhäckselplatte|en:Chopped Straw Insulation Board|it:Pannello di paglia triturata a base di cannuccia di palude" lambda="0.095" rho="300" cT="2100" mu="3" w80="33.4249" wsat="891.19" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Database from Standard, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:Database from Standard, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Database dal Standard, file creato da MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="691" category="6" name="de:Perlit|en:Perlit|it:Perlit" lambda="0.036" rho="50.4351" cT="1640" mu="7.0066" w80="0.621736" wsat="380" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Perlit für Ziegelfüllung|en:Perlite as filling material for hollow  bricks|it:Perlite per riempimento mattoni" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SCHLAGMANN POROTON GMBH + CO KG|en:SCHLAGMANN POROTON GMBH + CO KG|it:SCHLAGMANN POROTON GMBH + CO KG" productID="de:ELT|en:ELT|it:ELT"/>
    <Material id="692" category="6" name="de:Perlit|en:Perlit|it:Perlit" lambda="0.036" rho="70.3825" cT="1400" mu="7.05112" w80="17.2891" wsat="680" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Perlit für Ziegelfüllung|en:Perlite as filling material for brick|it:Perlite per riempimento mattoni" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SCHLAGMANN POROTON GMBH + CO KG|en:SCHLAGMANN POROTON GMBH + CO KG|it:SCHLAGMANN POROTON GMBH + CO KG" productID="de:KK2|en:KK2|it:KK2"/>
    <Material id="693" category="6" name="de:Holzfaserdämmplatte|en:Wood Fibre Insulation Board|it:Pannello isolante in fibra di legno" lambda="0.039" rho="160.843" cT="1661.87" mu="3.44625" w80="17.9159" wsat="550" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:STEICO SE|en:STEICO SE|it:STEICO SE" productID="de:HF4|en:HF4|it:HF4"/>
    <Material id="695" category="8" name="de:Fichte Tangential|en:Spruce tangential|it:Abente rosso tangenziale" lambda="0.105583" rho="393.703" cT="1251.87" mu="487.724" w80="70.7067" wsat="728" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:vom Holzbalkenprojekt|en:from project &quot;wooden beams&quot;|it:dal progetto Holzbalken" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:FS|en:FS|it:FS"/>
    <Material id="696" category="8" name="de:Fichte Radial|en:Spruce Radial|it:Abete rosso radiale" lambda="0.121833" rho="437.557" cT="1391.02" mu="474.725" w80="62.6164" wsat="445.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:vom Holzbalkenprojekt|en:from project &quot;wooden beams&quot;|it:dal progetto Holzbalken" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:MHP P|en:MHP P|it:MHP P"/>
    <Material id="698" category="12" name="de:Bauder PES|en:Bauder PES|it:Bauder PES" lambda="0.15" rho="235.379" cT="1000" mu="473.814" w80="8.92574" wsat="940" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:d = 0,245mm; Flächengewicht|en:d = 0,245mm; area weight|it:d = 0,245mm; grammatura" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG|en:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG|it:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG" productID="de:PES|en:PES (Poyester)|it:PES"/>
    <Material id="699" category="12" name="de:Bauder PPM|en:Bauder PPM|it:Bauder PPM" lambda="0.15" rho="200.122" cT="1000" mu="809.79" w80="0.812269" wsat="193" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:d = 0,165mm; Flächengewicht|en:d = 0,165mm; area weight|it:d = 0,165mm; grammatura" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG|en:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG|it:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG" productID="de:PPM|en:PPM|it:PPM"/>
    <Material id="700" category="12" name="de:Bauder PPV|en:Bauder PPV|it:Bauder PPV" lambda="0.15" rho="256.075" cT="1000" mu="521.694" w80="0.845435" wsat="115" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:d = 0,295mm; Flächengewicht|en:d = 0,295mm; area weight|it:d = 0,295mm; grammatura" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG|en:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG|it:Paul Bauder GmbH &amp; Co. KG" productID="de:PPV|en:PPV|it:PPV"/>
    <Material id="701" category="12" name="de:Vlies|en:Fleece|it:Vello" lambda="0.0727" rho="294.706" cT="1361.65" mu="7.2439" w80="0.660386" wsat="861.964" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:MNA|en:MNA|it:MNA"/>
    <Material id="702" category="2" name="de:Rotkalk Grund|en:Rotkalk Base|it:Intonaco di fondo Rotkalk" lambda="0.636" rho="1307" cT="1000" mu="13" w80="27.2" wsat="161.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Hersteller|en:Producer|it:Produttore" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|it:KNAUF Gips KG" productID="de:Rotkalk Grund|en:Rotkalk Grund|it:Intonaco di base Rotkalk"/>
    <Material id="703" category="2" name="de:TecTem Grundputz|en:TecTem base plaster|it:Intonaco di fondo TecTem" lambda="0.636" rho="1307" cT="1000" mu="13" w80="27.2" wsat="161.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Hersteller|en:Producer|it:Produttore|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:TecTem Grundputz|en:TecTem base plsater|it:Intonaco di fondo TecTem"/>
    <Material id="704" category="2" name="de:Wärmedämm Systemputz Therm 75|en:Insulation plaster Therm 75|it:Intonaco sistema isolante termico Therm 75" lambda="0.0580833" rho="226.731" cT="1090.45" mu="27.5528" w80="8.59796" wsat="301" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wärmedämmunterputz, Zusatzdämmung von wärmedämmendem Mauerwerk|en:Insulation base plaster; additional insulation for insulating brick masonry|it:Rinzaffo termoisolante, isolamento termico supplementare della muratura termoisolante" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH" productID="de:maxit therm 75|en:maxit therm 75|it:maxit therm 75"/>
    <Material id="705" category="2" name="de:Calsitherm KP-Kleber|en:Calsitherm KP Glue Mortar|it:Calsitherm KP-Kleber, malta collante" lambda="0.599833" rho="1409.87" cT="1059.08" mu="22.8879" w80="106.216" wsat="340" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Kleber für Calsitherm Calciumsilikatplatte ab 2015|en:Glue mortar for Calsitherm calcium silicate board, from 2015|it:Adesivo per Calsitherm Calciumsilikatplatte dal 2015" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID=""/>
    <Material id="706" category="6" name="de:Calsitherm Klimaplatte F|en:Calsitherm Climate Board F|it:Calsitherm Klimaplatte F, pannello isolante" lambda="0.074" rho="267.462" cT="1150" mu="6.58574" w80="5.19445" wsat="881.249" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:dichtere Calsitherm Klimaplatte, ab 2015|en:dense Calcium silicate board from 2015|it:Calsitherm Klimaplatte più densa, a partire dal 2015" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID=""/>
    <Material id="707" category="6" name="de:Calsitherm Klimaplatte WF|en:Calsitherm Climate Board WF|it:Calsitherm Klimaplatte WF, pannello isolante" lambda="0.059" rho="186.77" cT="1100" mu="3.64051" w80="6.78762" wsat="916.39" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Calsitherm Klimaplatte, ab 2015|en:Calcium silicate board from 2015|it:Calsitherm Klimaplatte, a partire dal 2015" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID=""/>
    <Material id="708" category="8" name="de:Eiche longitudinal (aus Sachsen)|en:Oak longitudinal (from Saxony)|it:Rovere longitudinale (dalla Sassonia)" lambda="0.165917" rho="580.669" cT="1683.33" mu="8.30868" w80="86.196" wsat="683.557" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:getrocknet bei 70°C|en:drying temperature 70°C|it:Essiccato a 70°C" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.01.2013|it:EN"/>
    <Material id="709" category="8" name="de:Eiche radial (aus Sachsen)|en:Oak radial (from Saxony)|it:Rovere radiale (dalla Sassonia)" lambda="0.143333" rho="580.669" cT="1283.83" mu="129.468" w80="86.4922" wsat="612" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:getrocknet bei 70°C|en:drying temperature 70°C|it:Essiccato a 70°C" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.01.2013|it:EN"/>
    <Material id="710" category="8" name="de:Eiche tangential (aus Sachsen)|en:Oak tangential (from Saxony)|it:Rovere tangenziale (dalla Sassonia)" lambda="0.129417" rho="580.669" cT="1284" mu="230.664" w80="86.196" wsat="683.557" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:getrocknet bei 70°C|en:drying temperature 70°C|it:Essiccato a 70°C" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.01.2013|it:EN"/>
    <Material id="711" category="8" name="de:Fichte longitudinal (aus Sachsen)|en:Spruce longitudinal (from Saxony)|it:Abete rosso longitudinale (dalla Sassonia)" lambda="0.151167" rho="393.703" cT="1843.01" mu="4.57501" w80="59.8372" wsat="728.09" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.08.2012|it:EN"/>
    <Material id="712" category="8" name="de:Fichte radial (aus Sachsen)|en:Spruce_radial (from Saxony)|it:Abete rosso radiale (dalla Sassonia)" lambda="0.11175" rho="393.703" cT="1843" mu="186.075" w80="59.8372" wsat="728.09" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.08.2012|it:EN"/>
    <Material id="713" category="8" name="de:Fichte tangential (aus sachsen)|en:Spruce tangential (from Saxony)|it:Abente rosso tangenziale (dalla Sassonia)" lambda="0.105583" rho="393.703" cT="1843" mu="487.724" w80="59.8372" wsat="728.09" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.08.2012|it:EN"/>
    <Material id="714" category="8" name="de:Kiefer longitudinal (aus Sachsen)|en:Pine_longitudinal (from Saxony)|it:Pino longitudinale (dalla Sassonia)" lambda="0.208417" rho="554.345" cT="2774.52" mu="4.54106" w80="72.0361" wsat="653.209" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.08.2012|it:EN"/>
    <Material id="715" category="8" name="de:Kiefer radial (aus Sachsen)|en:Pine radial (from Saxony)|it:Pino radiale (dalla Sassonia)" lambda="0.18575" rho="554.345" cT="2672.8" mu="348.02" w80="72.0361" wsat="653.209" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.08.2012|it:EN"/>
    <Material id="716" category="8" name="de:Kiefer tangential (aus sachsen)|en:Pine tangential (from Saxony)|it:Pino tangenziale (dalla Sassonia)" lambda="0.188083" rho="554.345" cT="2574.5" mu="222.883" w80="72.0361" wsat="653.209" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" productID="de:EN|en:01.08.2012|it:EN"/>
    <Material id="718" category="2" name="de:Kalk Zement Mörtel (niedriger Zementanteil)|en:Lime cement mortar (low cement ratio)|it:Malta di cemento calce (bassa percentuale di cemento)" lambda="1.0495" rho="1739.24" cT="1057.05" mu="28.3016" w80="39.0302" wsat="258.778" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Handgemacht TU Dresden 2015 - Rezeptur|en:Handmade TU Dresden 2015 - Recipe|it:Fatto a mano Technische Universität Dresden nel 2015 - laboratorio" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:Holzbalkenprojekt|en:Project Wooden Beam Heads|it:Progetto Holzbalken" productID=""/>
    <Material id="720" category="2" name="de:StoLevell In Absolute|en:StoLevell In Absolute|it:StoLevell In Absolute" lambda="0.4405" rho="1302.82" cT="1134.08" mu="11.146" w80="65.6429" wsat="404.82" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Klebemörtel für AEVERO Innendämmplatte (Aerogel)|en:glue mortar for inside insulation board AEVERO (Aerogel)|it:Malta legante per AEVERO Innendämmplatte (aerogel)" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, file creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Sto SE &amp; Co. KGaA|en:Sto SE &amp; Co. KGaA|it:Sto SE &amp; Co. KGaA" productID="de:StoLevell In Absolute|en:StoLevell In Absolute|it:StoLevell In Absolute"/>
    <Material id="721" category="2" name="de:Calsitherm KP-Kalkglätte|en:Calsitherm KP Lime Plaster|it:Calsitherm KP-Kalkglätte, grassello di calce" lambda="0.57" rho="1249.94" cT="999.209" mu="12.144" w80="13.3891" wsat="452.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID=""/>
    <Material id="722" category="2" name="de:Calsitherm KP-Innenputz|en:Calsitherm KP inside lime plaster|it:Calsitherm KP-Innenputz, intonaco per d'interni" lambda="0.68" rho="1498.42" cT="802.373" mu="9.25744" w80="34.1591" wsat="430" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|it:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID="de:EN|en:SK_KP|it:EN"/>
    <Material id="724" category="12" name="de:Isover Vario KM Duplex|en:Isover Vario KM Duplex|it:Isover Vario KM Duplex" lambda="0.23" rho="462.36" cT="1000" mu="25585.5" w80="6.48347" wsat="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foiliendicke=0,18mm, sd-Wert=4,61m;Material ist zweischichtig (Vlies + Folie);Seite mit Vlies in Richtung der höheren Luftfeuchte für Dampfleitfunktion. ;DELPHIN Nutzer|en:film thickness=0,18mm, sd-value=4,61m;two-layered material (fleece + foil);fleece side in direction to higher humidities;DELPHIN user|it:Spessore foglio=0,18mm, valore-sd=4,61m; il materiale è a due strati (pile + foglio), il lato con il pile in direzione verso l'umidità più elevata per la funzione conduzione di vapore. Utente DELPHIN" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG|en:SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG|it:SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG" productID=""/>
    <Material id="725" category="12" name="de:Proclima Intello|en:Proclima Intello|it:Proclima Intello" lambda="0.23" rho="700.327" cT="1000" mu="46877.8" w80="20.3882" wsat="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foiliendicke=0,17mm, sd-Wert=8m;Material ist zweischichtig (Vlies + Folie);Seite mit Vlies bei µ-Wert Messung in Richtung der höheren Luftfeuchte. DELPHIN Nutzer|en:film thickness=0,17mm, sd-value=8m;two-layered material (fleece + foil);fleece side in direction to higher humidities;DELPHIN user|it:Spessore foglio=0,17mm, valore-sd=8m; materiale a due strati (pile + foglio); durante l'analisi del valore-µ il lato con il pile in direzione dell'umidità d'aria più alta. Utente DELPHIN" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:MOLL bauökologische Produkte GmbH|en:MOLL bauökologische Produkte GmbH|it:MOLL bauökologische Produkte GmbH" productID=""/>
    <Material id="726" category="2" name="de:iQ-Top|en:iQ-Top|it:iQ-Top" lambda="0.1471" rho="724.882" cT="1041.82" mu="11.7335" w80="6.03997" wsat="374.52" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="727" category="12" name="de:Isover Vario XtraSafe|en:Isover Vario XtraSafe|it:Isover Vario XtraSafe" lambda="0.23" rho="400" cT="1000" mu="70000" w80="6.48347" wsat="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foiliendicke=0,2mm, sd-Wert=14m;;DELPHIN Nutzer|en:film thickness=0,2mm, sd-value=14m; ;DELPHIN user|it:Spessore foglio=0,2mm, valore-sd=14m; utente DELPHIN" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG|en:SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG|it:SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG" productID=""/>
    <Material id="728" category="13" name="de:Edelstahl DIN 1.4301 AISI 304|en:Stainless Steel DIN 1.4301 AISI 304|it:Acciaio inossidabile DIN 1.4301 AISI 304|ru:Сталь DIN 1.4301 AISI 304" lambda="15" rho="7900" cT="500" mu="200000" w80="1.5e-05" wsat="0.0015" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="" productID=""/>
    <Material id="730" category="6" name="de:Mineralwolle WLG 032|en:Mineral Wool 032|fr:laine minérale|it:Lana minerale WLG 032|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.032" rho="37" cT="840" mu="1" w80="0.0678175" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="731" category="6" name="de:Mineralwolle WLG 035|en:Mineral Wool 035|fr:laine minérale|it:Lana minerale WLG 035|ru:Минеральная шерсть" lambda="0.035" rho="67" cT="840" mu="1" w80="0.0808084" wsat="900" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Sorptionsisotherme aus der Veröffentlichung|en:Sorption Isotherm from paper Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products, I. Gnip, S. Vejelis, V. Kersulis|it:Isoterme di adsorbimento dalla pubblicazione|ru:Изотермы сорбции из публикации" source="de:Literatur|en:Literature|fr:Littérature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="732" category="2" name="de:Transputz SG|en:Transputz SG|it:Intonaco Transputz SG" lambda="0.4876" rho="1601.38" cT="967.491" mu="22.7298" w80="38.9601" wsat="205.3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Zementgebundener Werktrockenmörtel gemäß DIN EN 998-1 mit mineralischen Zuschlägen, Außen und Innen|en:cement-bound mortar according DIN EN 998-1|it:Malta a base di cemento realizzato in fabbrica secondo DIN EN 998-1 con aggregati minerali, esterno e interno" source="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" producer="de:Hydroment GmbH|en:Hydroment GmbH|it:Hydroment GmbH" productID=""/>
    <Material id="733" category="6" name="de:Sto-Perlite-Innendämmplatte 045|en:Sto-Perlite Indoor insulation board 045|it:Sto-Perlite-pannello isolante per interni 045, in grado di regolare l'umidità, a base di perlite naturale" lambda="0.0462" rho="100.287" cT="1640.08" mu="8.00016" w80="3.54179" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Platte für Innendämmsystem StoTherm In Comfort|en:Indoor insulation board for insulation system &quot;StoTherm In Comfort&quot;|it:Pannello isolante per sistemi di isolamento per interni StoTherm In Comfort" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Sto SE &amp; Co. KGaA|en:Sto SE &amp; Co. KGaA|fr:Sto SE &amp; Co. KGaA|it:Sto SE &amp; Co. KGaA|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:Sto-Perlite-Innendämmplatte 045|en:Sto-Perlite-Innendämmplatte 045|it:Sto-Perlite-pannello isolante per interni 045"/>
    <Material id="734" category="5" name="de:Textilbeton 4.0|en:Textile-reinforced concrete 4.0|it:Calcestruzzo tessile 4.0" lambda="2.162" rho="2183.99" cT="709.41" mu="595.347" w80="72.4337" wsat="89.81" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:FH Leipzig|en:FH Leipzig|it:FH Leipzig" productID="de:PR40|en:PR40|it:PR40"/>
    <Material id="735" category="6" name="de:CALOSTAT|en:CALOSTAT|it:CALOSTAT" lambda="0.021" rho="166.602" cT="840" mu="3.85143" w80="1.17372" wsat="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Pyrogene Kieselsäure|en:fumed silica|it:Acido silicico pirogenico" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Evonik Industries AG|en:Evonik Industries AG|it:Evonik Industries AG" productID=""/>
    <Material id="736" category="13" name="de:Kupfer CuAg0 10P|en:Copper CuAg0 10P|it:Rame CuAg0 10P" lambda="385" rho="8930" cT="385" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:desoxidiertes Kupfer, hohe elektrische Leitfähigkeit|en:deoxidized copper, high electric conductivity|it:Rame disossidato, alta conducibilità elettrica" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="737" category="13" name="de:Kupfer CuAl10Fe5Ni5-C|en:Copper CuAl10Fe5Ni5-C|it:Rame CuAl10Fe5Ni5-C" lambda="51" rho="7600" cT="420" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:früher G-, GK-, GZ-, GC-CuAl10Ni gute Gießbarkeit|en:formerly G-, GK-, GZ-, GC-CuAl10Ni good castability|it:in passato G-, GK-, GZ-, GC-CuAl10Ni buon lavoro di fusione" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="738" category="13" name="de:Kupfer CuCr1Z|en:Copper CuCr1Z|it:Rame CuCr1Z" lambda="170" rho="8910" cT="370" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aushärtbare Legierung|en:hardened alloy|it:lega induribile" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="739" category="13" name="de:Kupfer Cu-DHP|en:Copper Cu-DHP|it:Rame Cu-DHP" lambda="305" rho="8940" cT="386" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:früher SF-Cu desoxidiertes Kupfer|en:former SF-Cu deoxidized copper|it:in passato SF-Cu rame disossidato" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="740" category="13" name="de:Kupfer Cu-ETP|en:Copper Cu-ETP|it:Rame Cu-ETP" lambda="385" rho="8930" cT="386" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:sauerstoffhaltiges Kupfer, durch elektrolytische Raffination hergestellt|en:oxigenic copper, produced by electrolytic refining|it:rame ossigenato, prodotto dalla raffinazione elettrolitica" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="741" category="13" name="de:Kupfer CuFe2P|en:Copper CuFe2P|it:Rame CuFe2P" lambda="262" rho="8780" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aushärtbares Kupfer|en:hardened copper|it:rame temprabile" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="742" category="13" name="de:Kupfer Cu-HCP|en:Copper Cu-HCP|it:Rame Cu-HCP" lambda="385" rho="8940" cT="385" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:hochreines und desoxidiertes  Kupfer, hohe Leitfähigkeit für Elektrizität und Wärme|en:high-purity and deoxidized copper, high thermoconductivity and electric conductivity|it:rame disossidato e di elevata purezza, alta conducibilità per elettricità e calore" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="743" category="13" name="de:Kupfer CuNi1P|en:Copper CuNi1P|it:Rame CuNi1P" lambda="251" rho="8920" cT="385" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aushärtbare Legierung|en:hardened alloy|it:lega temprabile" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="744" category="13" name="de:Kupfer CuNi1Si|en:Copper CuNi1Si|it:Rame CuNi1Si" lambda="200" rho="8900" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:aushärtbares Kupfer|en:hardened copper|it:rame temprabile" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="745" category="13" name="de:Kupfer CuNi9Sn2|en:Kupfer CuNi9Sn2|it:Rame CuNi9Sn2" lambda="48" rho="8890" cT="370" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:sehr gute Kaltumformbarkeit|en:good cold formability|it:ottima lavorabilità a freddo" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="746" category="13" name="de:Kupfer CuNi10Fe1Mn|en:Copper CuNi10Fe1Mn|it:Rame CuNi10Fe1Mn" lambda="50.2" rho="8900" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:früher DIN wie EN, Kupfer-Nickel-Legierung mit einer α-Phasen-Struktur|en:copper-nickel alloy with a α-phase structure|it:prima DIN come EN, Lega di rame-nickel con una struttura a fase α" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="747" category="13" name="de:Kupfer Cu-OFE|en:Kupfer Cu-OFE|it:Rame Cu-OFE" lambda="393" rho="8940" cT="390" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:hochreines, nicht desoxidiertes und sauerstofffreies Kupfer, hohe Leitfähigkeit für Elektrizität und Wärme|en:high-purity, not deoxidized and oxygen-free copper, high thermoconductivity and electric conductivity|it:rame di elevata purezza, non disossidato e privo di ossigeno, alta conducibilità per elettricità e calore" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="748" category="13" name="de:Kupfer CuSn0,15|en:Copper CuSn0.15|it:Rame CuSn0,15" lambda="330" rho="8930" cT="385" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:niedriglegiertes Kupfer, hohe elektrische Leitfähigkeit|en:low-alloyed copper, hohe electric conductivity|it:rame basso legato, alta conducibilità elettrica" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="749" category="13" name="de:Kupfer CuSn3Zn8Pb5-C|en:Copper CuSn3Zn8Pb5-C|it:Rame CuSn3Zn8Pb5-C" lambda="71" rho="8740" cT="385" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="750" category="13" name="de:Kupfer CuSn3Zn9|en:Copper CuSn3Zn9|it:Rame CuSn3Zn9" lambda="120" rho="8750" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="751" category="13" name="de:Kupfer CuSn4|en:Copper CuSn4|it:Rame CuSn4" lambda="90" rho="8850" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="752" category="13" name="de:Kupfer CuSn4Pb4Zn4|en:Copper CuSn4Pb4Zn4|it:Rame CuSn4Pb4Zn4" lambda="87" rho="8890" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="753" category="13" name="de:Kupfer CuSn5Pb1|en:Copper CuSn5Pb1|it:Rame CuSn5Pb1" lambda="80" rho="8860" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="754" category="13" name="de:Kupfer CuSn5Zn5Pb5-C|en:Copper CuSn5Zn5Pb5-C|it:Rame CuSn5Zn5Pb5-C" lambda="72" rho="8740" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:früher G-CuSn5ZnPb|en:formerly G-CuSn5ZnPb|it:in passato G-CuSn5ZnPb" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="755" category="13" name="de:Kupfer CuSn6|en:Copper CuSn6|it:Rame CuSn6" lambda="75" rho="8820" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="756" category="13" name="de:Kupfer CuSn7Zn2Pb3-C|en:Copper CuSn7Zn2Pb3-C|it:Rame CuSn7Zn2Pb3-C" lambda="69" rho="8730" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:mittelharter Konstruktionswerkstoff mit guter Festigkeit und Dehnung|en:medium hard structural material with good strength and elongation|it:materiale di costruzione con buona resistenza ed allungamento" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="757" category="13" name="de:Kupfer CuSn7Zn4Pb7-C|en:Copper CuSn7Zn4Pb7-C|it:Rame CuSn7Zn4Pb7-C" lambda="64" rho="8830" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Gleitwerkstoff früher G-, GZ-, GC-CuSn7ZnPb|en:sliding material formerly G-, GZ-, GC-CuSn7ZnPb|it:Materiale per bronzina o cuscinetti, in passato G-, GZ-, GC-CuSn7ZnPb" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="758" category="13" name="de:Kupfer CuSn8|en:Copper CuSn8|it:Rame CuSn8" lambda="67" rho="8790" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="759" category="13" name="de:Kupfer CuSn10-C|en:Copper CuSn10-C|it:Rame CuSn10-C" lambda="59" rho="8740" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Konstruktionswerkstoff, bei mittlerer Härte hohe Dehnung|en:structural material, high elongation in case of medium hardness|it:Materiale da costruzione, allungamento alto con indurimento medio" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="760" category="13" name="de:Kupfer CuSn11Pb2-C|en:Copper CuSn11Pb2-C|it:Rame CuSn11Pb2-C" lambda="51" rho="8750" cT="376" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Lagerwerkstoff|en:bearing material|it:Materiale per cuscinetto" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="761" category="13" name="de:Kupfer CuSn12-C|en:Copper CuSn12-C|it:Rame CuSn12-C" lambda="55" rho="8720" cT="376" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:sehr verschleißfester und zähharter Werkstoff, gute Korrosionsbeständigkeit|en:wear-resistant and tough material, good corrosion resistance|it:materiale molto resistente e duro all'uso, buona resistenza alla corrosione" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="762" category="13" name="de:Kupfer CuSn12Ni2-C|en:Copper CuSn12Ni2-C|it:Rame CuSn12Ni2-C" lambda="50" rho="8710" cT="376" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Konstruktionswerkstoff, gute Korrosionsbeständigkeit|en:structural material, good corrosion resistance|it:materiale di costruzione, buona resistenza alla corrosione" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="763" category="13" name="de:Kupfer CuSP|en:Copper CuSP|it:Rame CuSP" lambda="374" rho="8900" cT="385" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:niedriglegiertes Kupfer, hohe elektrische Leitfähigkeit|en:low-alloyed copper, hohe electric conductivity|it:rame basso legato, alta conducibilità elettrica" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="764" category="13" name="de:Kupfer CuZn0,5|en:Copper CuZn0.5|it:Rame CuZn0,5" lambda="250" rho="8920" cT="386" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:niedriglegiertes Kupfer, hohe elektrische Leitfähigkeit|en:low-alloyed copper, hohe electric conductivity|it:rame basso legato, alta conducibilità elettrica" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="765" category="13" name="de:Kupfer CuZn5|en:Copper CuZn5|it:Rame CuZn5" lambda="234" rho="8860" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:hohe Kaltumformbarkeit|en:high cold formability|it:alta lavorabilità a freddo" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="766" category="13" name="de:Kupfer CuZn30|en:Copper CuZn30|it:Rame CuZn30" lambda="121" rho="8550" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:hervorragende Kaltumformbarkeit|en:excellent cold formability|it:eccellente lavorabilità a freddo" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="767" category="13" name="de:Kupfer CuZn31Si1|en:Copper CuZn31Si1|it:Rame CuZn31Si1" lambda="71" rho="8410" cT="394" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:hochbelastbare Kupfer-Zink-Legierung|en:high-performance copper-zinc alloy|it:lega di rame-zinco resistente" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="768" category="13" name="de:Kupfer CuZn35Pb1|en:Copper CuZn35Pb1|it:Rame CuZn35Pb1" lambda="113" rho="8470" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:früher CuZn36Pb1,5|en:formerly CuZn36Pb1,5|it:in passato CuZn36Pb1,5" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="769" category="13" name="de:Kupfer CuZn36|en:Copper CuZn36|it:Rame CuZn36" lambda="120" rho="8450" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Legierung für Kaltumformung|en:alloy for cold forming|it:lega per lavorabilià a freddo" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="770" category="13" name="de:Kupfer CuZn36Pb2As|en:Copper CuZn36Pb2As|it:Rame CuZn36Pb2As" lambda="110" rho="8450" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="771" category="13" name="de:Kupfer CuZn37|en:Copper CuZn37|it:Rame CuZn37" lambda="120" rho="8440" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="772" category="13" name="de:Kupfer CuZn37Mn3Al2PbSi|en:Copper CuZn37Mn3Al2PbSi|it:Rame CuZn37Mn3Al2PbSi" lambda="63" rho="8120" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:früher CuZn40Al2|en:formerly CuZn40Al2|it:in passato CuZn40Al2" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="773" category="13" name="de:Kupfer CuZn38Pb2|en:Copper CuZn38Pb2|it:Rame CuZn38Pb2" lambda="110" rho="8440" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="774" category="13" name="de:Kupfer CuZn39Pb1Al-C|en:Copper CuZn39Pb1Al-C|it:Rame CuZn39Pb1Al-C" lambda="84" rho="8460" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:früher GD-, GK-CuZn37Pb|en:formerly GD-, GK-CuZn37Pb|it:in passato GD-, GK-CuZn37Pb" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="775" category="13" name="de:Kupfer CuZn39Pb2|en:Copper CuZn39Pb2|it:Rame CuZn39Pb2" lambda="117" rho="8450" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="776" category="13" name="de:Kupfer CuZn39Pb3|en:Copper CuZn39Pb3|it:Rame CuZn39Pb3" lambda="123" rho="8470" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="777" category="13" name="de:Kupfer CuZn40Pb2|en:Copper CuZn40Pb2|it:Rame CuZn40Pb2" lambda="123" rho="8440" cT="377" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:Deutsches Kupferinstitut|en:Deutsches Kupferinstitut|it:Deutsches Kupferinstitut" productID=""/>
    <Material id="778" category="13" name="de:Rostfreier Stahl DIN 1.4016 AISI 430|en:Stainless Steel DIN 1.4016 AISI 430|it:Acciaio inossidabile DIN 1.4016 AISI 430" lambda="25" rho="7700" cT="460" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:X6Cr17|en:X6Cr17|it:X6Cr17" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|en:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|it:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH" productID=""/>
    <Material id="779" category="13" name="de:Rostfreier Stahl DIN 1.4307 AISI 304L|en:Stainless Steel DIN 1.4307 AISI 304L|it:Acciaio inossidabile DIN 1.4307 AISI 304L" lambda="15" rho="7900" cT="500" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:X2CrNi18-9|en:X2CrNi18-9|it:X2CrNi18-9" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|en:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|it:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH" productID=""/>
    <Material id="780" category="13" name="de:Rostfreier Stahl DIN 1.4401 AISI 316 (V4A)|en:Stainless Steel DIN 1.4401 AISI 316  (V4A)|it:Acciaio inossidabile DIN 1.4401 AISI 316 (V4A)" lambda="15" rho="8000" cT="500" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:X5CrNiMo17-12-2|en:X5CrNiMo17-12-2|it:X5CrNiMo17-12-2" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|en:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|it:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH" productID=""/>
    <Material id="781" category="13" name="de:Rostfreier Stahl DIN 1.4404 AISI 316L (A4L)|en:Stainless Steel DIN 1.4404 AISI 316L  (A4L)|it:Acciaio inossidabile DIN 1.4404 AISI 316L (A4L)" lambda="15" rho="7980" cT="500" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:X2CrNiMo17-12-2|en:X2CrNiMo17-12-2|it:X2CrNiMo17-12-2" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|en:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|it:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH" productID=""/>
    <Material id="782" category="13" name="de:Rostfreier Stahl DIN 1.4435 AISI 316L|en:Stainless Steel DIN 1.4435 AISI 316L|it:Acciaio inossidabile DIN 1.4435 AISI 316L" lambda="15" rho="7980" cT="500" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:X2CrNiMo18-14-3|en:X2CrNiMo18-14-3|it:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|en:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|it:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH" productID=""/>
    <Material id="783" category="13" name="de:Rostfreier Stahl DIN 1.4841 AISI 314|en:Stainless Steel DIN 1.4841 AISI 314|it:Acciaio inossidabile DIN 1.4841 AISI 314" lambda="15" rho="7900" cT="500" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:X15CrNiSi25-21 , früher X15CrNiSi25-20|en:X15CrNiSi25-21 , formerly X15CrNiSi25-20|it:X15CrNiSi25-21 , in passato X15CrNiSi25-20" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|en:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH|it:STAHLMARKT ENGELMANN GMBH" productID=""/>
    <Material id="784" category="13" name="de:Gold|en:Gold|it:Oro" lambda="320" rho="19302" cT="128" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="" productID=""/>
    <Material id="785" category="13" name="de:Polytetrafluorethylenkunststoffe (PTFE)|en:Polytetrafluoroethylene (PTFE)|it:Politetrafluoroetilene (PTFE)" lambda="0.25" rho="2200" cT="1000" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:DIN EN ISO 10456|en:DIN EN ISO 10456|it:DIN EN ISO 10456" productID=""/>
    <Material id="786" category="13" name="de:Polyvinylchlorid (PVC)|en:Polyvinyl chloride (PVC)|it:Polivinilcloruro (PVC)" lambda="0.17" rho="900" cT="1000" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:DIN EN ISO 10456|en:DIN EN ISO 10456|it:DIN EN ISO 10456" productID=""/>
    <Material id="787" category="13" name="de:Silikongel TCSG-1500|en:Silicone gel TCSG-1500|it:Silikongel TCSG-1500" lambda="1.5" rho="2770" cT="1000" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Thermisch sehr gut leitendes Ein-komponenten-Silikongel mit hoher elektrischer Isolation -60 bis 150 C|en:Thermally very well conductive single-component silicone gel with very high electric isolation -60 to 150 C|it:Gel di silicone monocomponente di conduzione termica molto alta con elevato isolamento elettrico -60 a 150 C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:EURECA Messtechnik GmbH|en:EURECA Messtechnik GmbH|it:EURECA Messtechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="788" category="13" name="de:Silikonkleber TCSA-1530|en:Silicone glue TCSA-1530|it:Collante silicone TCSA-1530" lambda="1.53" rho="2590" cT="1000" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Thermisch sehr gut leitender Ein-Komponenten-Silikonkleber mit hoher mechanischer Zugfestigkeit und elektrischer isolation -55 bis 150 C|en:Thermally very well conductive single-component silicone adhesive with very high mechanical tensile strength, electrically isolating -55 bis 150 C|it:Collante di silicone monocomponente di conduzione termica molto alta con elevata resistenza alla trazione meccanica e isolamento elettrico -55 a 150 C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:EURECA Messtechnik GmbH|en:EURECA Messtechnik GmbH|it:EURECA Messtechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="789" category="13" name="de:Silikonmasse TCSA-0770|en:Silicone massTCSA-0770|it:Composto siliconico TCSA-0770" lambda="0.77" rho="2140" cT="1000" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Thermisch gut leitende Zwei-komponenten-Silikonmasse, mit hoher mechanischer Zugfestigkeit und elektrischer Isolation -150 bis 150 C|en:Thermally very well conductive two-component silicone casting mass with high mechanical tensile strength and electric isolation  -150 to 150 C|it:Massa di silicone bicomponente di conduzione termica alta, con elevata resistenza alla trazione meccanica e isolamento elettrico -150 a 150 C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:EURECA Messtechnik GmbH|en:EURECA Messtechnik GmbH|it:EURECA Messtechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="790" category="13" name="de:Silikonpaste TCSC-3300|en:Silicone paste TCSC-3300|it:Pasta siliconica TCSC-3300" lambda="3.3" rho="3500" cT="1000" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Thermisch extrem gut leitende Ein-Komponenten-Silikonpaste mit geringer Viskosität und guter elektrischer Isolation -45 bis 200 C|en:Thermally very well conductive one-component silicone paste with low viscosity andgood electric isolation -45 to 200 C|it:Pasta di silicone monocomponente di conduzione termica estremamente alta, con bassa viscosità e buon isolamento elettrico -45 a 200 C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura" producer="de:EURECA Messtechnik GmbH|en:EURECA Messtechnik GmbH|it:EURECA Messtechnik GmbH" productID=""/>
    <Material id="791" category="3" name="de:Lehmbaustein ungebrannt|en:Loam brick green|it:Mattone in terra cruda, non cotto" lambda="0.8255" rho="1787.08" cT="760.202" mu="36.0197" w80="58.0324" wsat="412.621" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Lehmbausteine vom Institut für Tragwerksplanung der TU Dresden|en:Loam brick from Institute for support structure planning of TU Dresden|it:Mattoni in terra cruda dal Institut für Tragwerksplanung, Technische Universität Dresden" source="de:IBK Labor|en:IBK Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="" productID=""/>
    <Material id="792" category="6" name="de:Power Protect [eco]|en:Power Protect [eco]|it:Power Protect [eco]|ru:iQ-Fill" lambda="0.05" rho="152" cT="900" mu="6.1" w80="4.7" wsat="942.7" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID="de:Power Protect [eco]|en:Power Protect [eco]|it:Power Protect [eco]"/>
    <Material id="793" category="2" name="de:PP Fill|en:PP Fill|it:PP Fill|ru:iQ-Fill" lambda="0.479" rho="1270" cT="900" mu="14" w80="16.6" wsat="520" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH|ru:Remmers Baustofftechnik" productID=""/>
    <Material id="794" category="2" name="de:PP Fix|en:PP Fix|fr:PP Fix|it:PP Fix" lambda="0.496833" rho="1313.35" cT="862.934" mu="18.7486" w80="72.0202" wsat="277" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Klebemörtel für Power Protect [eco]|en:Glue mortar for Power protect [eco]|it:Malta adesiva per Power Protect [eco]" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|fr:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:PP Fix|en:PP Fix|fr:PP Fix|it:PP Fix"/>
    <Material id="796" category="3" name="de:Altbauziegel Tivoli Berlin (Innenziegel)|en:Old Building Brick Tivoli Berlin (inner brick)|it:Mattone esistente Tivoli Berlin (mattone d'interno)" lambda="0.545857" rho="1565.92" cT="963.632" mu="11.2607" w80="4.85997" wsat="357" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Kl Funktion korrigiert|en:KL function corrected|it:KL funzione è stata corretta" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="797" category="2" name="de:Armatop por|en:Armatop por|it:Armatop por" lambda="0.268" rho="968.108" cT="801.702" mu="20" w80="34.578" wsat="378" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:KL Funktion korrigiert|en:KL function corrected|it:KL funzione è stata corretta" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF AQUAPANEL GmbH|en:KNAUF AQUAPANEL GmbH|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID=""/>
    <Material id="798" category="12" name="de:Dasatop|en:Dasatop" lambda="0.23" rho="386.517" cT="1000" mu="15765.4" w80="1.80451" wsat="8" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Foliendicke=0,18mm, sd-Wert=2,84m;DELPHIN Nutzer|en:film thickness=0.18mm, sd-Value=2.84m;DELPHIN user" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9" producer="de:MOLL bauökologische Produkte GmbH|en:MOLL bauökologische Produkte GmbH" productID="de:DASATOP|en:DASATOP"/>
    <Material id="800" category="4" name="de:Bundsandstein Indien Humayun (verwittert)|en:Red Sandstone India Humayun (weathered)|it:Pietra arenaria rossa Indien Humayun (disgregato)" lambda="2.63929" rho="2268.05" cT="828.163" mu="86.7549" w80="10.694" wsat="144" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Vom Humayun Grabmal bei Delhi im Rahmen des EU-Projektes CLIMON.|en:From Humayun Tombs near Delhi for EU-project CLIMON.|it:Dal sepolcro Humayun vicino Delhi, nell'ambito del progetto CLIMON (finanziato dall'Unione europea)." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="801" category="6" name="de:Wärmedämmlehm Fachwerk (Kork)|en:Insulation-Clay-Cork-FW|it:Argilla termoisolante per struttura a graticcio (sughero)|ru:Теплоизоляционная глина фахверк (пробка)" lambda="0.068" rho="460" cT="803" mu="20" w80="11.0143" wsat="425" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für HOLZFACHWERK - Stampflehm|en:For wooden framework - rammed earth|it:Per COSTRUZIONE A TRALICCIO IN LEGNO - terra cruda battuta|ru:Для ДЕРЕВЯННОГО ФАХВЕРКА - уплотненная глина" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|en:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|it:HAACKE Energie-Effizienz GmbH|ru:Haacke Cellco" productID=""/>
    <Material id="802" category="2" name="de:Intrasit DS1 (Dichtschlämme)|en:Intrasit DS1 (sealing slurry)|it:Malta sfangato impermeabilizzante Intrasit DS1" lambda="0.5578" rho="1655.03" cT="839.922" mu="119.153" w80="108.451" wsat="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:KL Funktion korrigiert|en:KL function corrected|it:Funzione KL corretta" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Heinrich Hahne Gmbh  &amp; Co KG|en:Heinrich Hahne Gmbh  &amp; Co KG|it:Heinrich Hahne Gmbh  &amp; Co KG" productID="de:Intrasit DS1|en:Intrasit DS1|it:Intrasit DS1"/>
    <Material id="803" category="2" name="de:Intrasit RZ1 (sealing mortarl)|en:Intrasit RZ1 (Dichtmörtel)|it:Intrasit RZ1, malta osmotica" lambda="0.803667" rho="1352.54" cT="1055.98" mu="100.298" w80="99.015" wsat="230" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:KL Funktion korrigiert|en:Kl function corrected|it:Funzione KL corretta" source="de:TU Dresden|en:TU Dresden|it:Technische Universität Dresden" producer="de:Heinrich Hahne Gmbh  &amp; Co KG|en:Heinrich Hahne Gmbh  &amp; Co KG|it:Heinrich Hahne Gmbh  &amp; Co KG" productID="de:Intrasit RZ 1|en:Intrasit RZ 1|it:Intrasit RZ 1"/>
    <Material id="805" category="12" name="de:SIGA Majrex|en:SIGA Majrex|it:SIGA Majrex" lambda="0.4" rho="1900.34" cT="1000" mu="233642" w80="42.8163" wsat="470.73" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Diese Folie bitte immer als Kontaktbedingung nutzen (DELPHIN 5.9.2 und höher). Nur so kann das richtungs- und gradientenabhängige Modell genutzt werden.;Flüssigwasserleitfunktion entfernt|en:Please use this foil always as contact condition in DELPHIN (5.9.2 and higher). Only on this way direction and gradient depending properties can be used|it:Usare questo foglio sempre come condizione contatto (DELPHIN 5.9.2 e seguenti), per favore. Solo allora può essere usato il modello dipendente dalla direzione e dal gradiente. Rimossa la funzione della conduzione dell'acqua liquida" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SIGA|en:SIGA|it:SIGA" productID=""/>
    <Material id="807" category="8" name="de:Fichte Longitudinal|en:Spruce Longitudinal|it:Abete rosso longitudinale" lambda="0.147833" rho="414.054" cT="2416.33" mu="3.49768" w80="74.0523" wsat="718.95" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Kl Funktion korrigiert|en:Kl function corrected|it:Funzione Kl corretta" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:MHP S|en:MHP S|it:MHP S"/>
    <Material id="809" category="6" name="de:Sto-Dämmplatte Top32|en:Sto Insulation Board Top32|it:Sto-pannello isolante Top32" lambda="0.0355667" rho="15.9739" cT="2827.53" mu="25.0445" w80="1.9818" wsat="16.3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Platte aus expandierten Polystyrolschaum, Kl Funktion korrigiert|en:made of expanded Polystyren Foam, Kl function corrected|it:Pannello in polistirene estenso, funzione Kl corretta" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Sto SE &amp; Co. KGaA|en:Sto SE &amp; Co. KGaA|it:Sto SE &amp; Co. KGaA" productID="de:Sto-Dämmplatte Top32|en:Sto-Dämmplatte Top32|it:Sto-pannello isolante Top32"/>
    <Material id="812" category="3" name="de:Ziegel Schlagmann WDZ_Perlitefüllung|en:Brick Schlagmann WDZ_Perlite filling|it:Mattone Schlagmann WDZ_riempimento perlite" lambda="0.049875" rho="146.728" cT="766.564" mu="3.37574" w80="1.72252" wsat="282" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:nur Innenfüllung, Kl Funktion korrigiert|en:only inner filling, Kl function corrected|it:soltanto riempimento interno, funzione Kl corretta" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|en:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG|it:Schlagmann Baustoffwerke GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="813" category="13" name="de:reines Wasser|en:pure water|it:Acqua pura" lambda="0.56904" rho="999.84" cT="4219" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Reines Wasser, kein Dampf- oder Flüssigwassertransport, kann selbst transportiert werden (Media-flow-model), alle Parameter bei 0°C|en:pure water, no liquid or gaseous tramsport, can be used in source models (media flow), all parameter for 0 °C|it:Acqua pura, nessun trasporto vapore o acqua liquida, può essere trasportato da solo (media-flow-model), tutti parametri a 0°C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="814" category="13" name="de:Wasser mit 20% Glykol|en:water with 20% glykogen|it:Acqua con glicole 20%" lambda="0.5" rho="1032.1" cT="3904.6" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wasser mit 20% Glykol als Frostschutz, kein Dampf- oder Flüssigwassertransport, kann selbst transportiert werden (Media-flow-model), alle Parameter bei 0°C|en:water with 20% glykogen, no liquid or gaseous tramsport, can be used in source models (media flow), all parameter for 0 °C|it:Acqua con glicole 20% come antigelo, nessun trasporto vapore o acqua liquida, più essere trasportato da solo (media-flow-model), tutti parametri a 0°C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="815" category="13" name="de:Wasser mit 30% Glykol|en:water with 30% glykogen|it:Acqua con glicole 30%" lambda="0.468" rho="1048.2" cT="3706.2" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wasser mit 30% Glykol als Frostschutz, kein Dampf- oder Flüssigwassertransport, kann selbst transportiert werden (Media-flow-model), alle Parameter bei 0°C|en:water with 30% glykogen, no liquid or gaseous tramsport, can be used in source models (media flow), all parameter for 0 °C|it:Acqua con glicole 30% come antigelo, nessun trasporto vapore o acqua liquida, più essere trasportato da solo (media-flow-model), tutti parametri a 0°C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="816" category="13" name="de:Wasser mit 40% Glykol|en:water with 40% glykogen|it:Acqua con glicole 40%" lambda="0.442" rho="1062.1" cT="3481.2" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wasser mit 40% Glykol als Frostschutz, kein Dampf- oder Flüssigwassertransport, kann selbst transportiert werden (Media-flow-model), alle Parameter bei 0°C|en:water with 40% glykogen, no liquid or gaseous tramsport, can be used in source models (media flow), all parameter for 0 °C|it:Acqua con glicole 40% come antigelo, nessun trasporto vapore o acqua liquida, più essere trasportato da solo (media-flow-model), tutti parametri a 0°C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="817" category="13" name="de:Wasser mit 50% Glykol|en:water with 50% glykogen|it:Acqua con glicole 50%" lambda="0.42" rho="1077" cT="3259.1" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Wasser mit 50% Glykol als Frostschutz, kein Dampf- oder Flüssigwassertransport, kann selbst transportiert werden (Media-flow-model), alle Parameter bei 0°C|en:water with 50% glykogen, no liquid or gaseous tramsport, can be used in source models (media flow), all parameter for 0 °C|it:Acqua con glicole 50% come antigelo, nessun trasporto vapore o acqua liquida, più essere trasportato da solo (media-flow-model), tutti parametri a 0°C" source="de:Literatur|en:Literature|it:Letteratura|ru:Литертура" producer="" productID=""/>
    <Material id="818" category="2" name="de:Tri-O-Therm|en:Tri-O-Therm|it:Tri-O-Therm" lambda="0.0577667" rho="268.318" cT="1047.01" mu="7.07088" w80="14.6802" wsat="703.69" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mineralischer Leichtputz mit hochwärmedämmenden Eigenschaften|en:Mineral based lightweight plaster with insulating properties|it:Intonaco leggero minerale con caratteristiche di alto isolamento termico" source="de:TU Dresden, IBK|en:TU Dresden, IBK|it:Technische Universität Dresden, IBK" producer="de:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|en:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG|it:quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG" productID="de:Tri-O-Therm M|en:Tri-O-Therm M|it:Tri-O-Therm M"/>
    <Material id="819" category="3" name="de:Altbauziegel Tivoli Berlin (Außenziegel 1)|en:Old Building Brick Tivoli Berlin (outer brick 1)|it:Mattone di vecchia costruzione Tivoli Berlin (Außenziegel 1)" lambda="0.83825" rho="1773.07" cT="862.366" mu="43.0974" w80="8.71202" wsat="230" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="820" category="2" name="de:WP DS Levell|en:WP DS Levell|it:WP DS Levell" lambda="0.827667" rho="1712.46" cT="855.439" mu="63.8705" w80="57.9408" wsat="187.464" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Dichtspachtel mit hohem Sulfatwiderstand;alter Name 'Dichtspachtel', KL Funktion korrigiert|en:old name 'Sealing filler', Kl function corrected|it:Funzione KL corretta, Stucco impermeabilizzante" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Remmers Baustofftechnik GmbH|en:Remmers Baustofftechnik GmbH|it:Remmers Baustofftechnik GmbH" productID="de:WP DS Levell|en:WP DS Levell|it:WP DS Levell"/>
    <Material id="833" category="3" name="de:Vollziegel Joens|en:Brick Joens|it:Mattone pieno Joens|ru:Кирпич полнотелый Joens" lambda="0.8705" rho="1903.31" cT="867.974" mu="12.9887" w80="2.58118" wsat="351.739" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Aus DFG-Salzprojekt;Proben Id SP_JZ, neu kalibriert|en:From DFG founded project, newly calibrated|it:Dal progetto DFG / Deutsche Forschungsgemeinschaft|ru:Из солевого проекта немецкогo научно-исследовательскогo сообществa" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="" productID=""/>
    <Material id="834" category="2" name="de:Zement-Fließestrich|en:Flowing Screed (Cement)|it:Massetto scorrente (cemento)|ru:H??????? ???? (??????)" lambda="0.939667" rho="2040.15" cT="688.524" mu="95.5491" w80="15.1159" wsat="249.791" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:neu kalibriert|en:newly calibrated" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:?? ???????, ?? MaterialGenerator (????????? ??????????) ?????? 1.0.3.9" producer="de:Knauf Gips KG|en:Knauf Gips KG|it:Knauf Gips KG|ru:Knauf" productID="de:FE 50|en:FE 50|it:FE 50|ru:FE 50"/>
    <Material id="835" category="2" name="de:Gipsputz|en:Gypsum Plaster|it:Intonaco di gesso|ru:Гипсовая штукатурка" lambda="0.2605" rho="1043.44" cT="1046.83" mu="11.2758" w80="20.342" wsat="356" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:neu kalibriert|en:newly calibrated" source="de:TU Dresden, File mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:ТУ Дрезден, из MaterialGenerator (Генератор Материалов) Версия 1.0.3.9" producer="de:Maxit|en:Maxit|it:Maxit|ru:Maxit" productID="de:MX_GP_GS|en:MX_GP_GS|it:MX_GP_GS|ru:MX_GP_GS"/>
    <Material id="836" category="2" name="de:Transputz SG|en:Transputz SG|it:Intonaco Transputz SG|ru:??????????? ??????????" lambda="0.52225" rho="1281.04" cT="203.047" mu="7.98159" w80="61.2177" wsat="294.885" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Zementgebundener Werktrockenmörtel gemäß DIN EN 998-1 mit mineralischen Zuschlägen, Außen und innen, guter Dampfdurchgang, kein Kapillarwassertransport, hoher Porenanteil, sehr langlebiger Putz auf versalzenem Mauerwerk, kein Maschinenputz,;neu kalibriert|en:high vapor permeable; no capillary transport; higly porous; long-life plaster on salt contaminated masonry; no machine-applied plaster,;newly calibrated|it:Malta a base di cemento realizzato in fabbrica secondo DIN EN 998-1 con aggregati minerali, esterno e interno, buona permeabilit� vapore, nessun trasporto d'acqua capillare, percentuale alta dei pori, intonaco molto resistente su muratura salina, non adatto per l'applicazione a macchina, funzione Kl corretta" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:TU Dresden, file creato con MaterialGenerator versione 1.0.3.9|ru:?? ???????, ?? MaterialGenerator (????????? ??????????) ?????? 1.0.3.9" producer="de:Hydroment GmbH|en:Hydroment GmbH|it:Hydroment GmbH|ru:Hydroment" productID="de:Transputz SG Hydroment|en:Transputz SG Hydroment|it:Transputz SG Hydroment|ru:Transputz SG Hydroment PHY fm"/>
    <Material id="837" category="6" name="de:CasiPlus|en:CasiPlus|it:CasiPlus" lambda="0.061" rho="225.04" cT="1129" mu="2.3973" w80="6.22307" wsat="904.08" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:neu kalibriert|en:newly calibrated" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universit�t Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:CasiPlus GmbH|en:CasiPlus GmbH|it:CasiPlus GmbH" productID=""/>
    <Material id="838" category="3" name="de:Altbauziegel Bolonga 3enCult|en:Old Building Brick Bologna 3enCult|it:Mattone esistente Bolonga 3enCult" lambda="0.6235" rho="1731.21" cT="1092.18" mu="24.6249" w80="8.47967" wsat="318.403" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für das Forschungsprojekt 3enCult gemessen. Daten teilweise Altbauziegel Dresden ZK entnommen.;neu kalibriert|en:Measured for the research project 3enCult.;newly calibrated|it:Misurato per il progetto di ricerca 3enCult." source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universit�t Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="839" category="7" name="de:Gipskarton Knauf Diamant|en:Gypsum Board Knauf Diamant|it:Cartongesso Knauf Diamant" lambda="0.310667" rho="1054.46" cT="1334.65" mu="11.6733" w80="7.20658" wsat="460.984" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:neu kalibriert|en:newly calibrated" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Knauf Gips KG|en:Knauf Gips KG|it:Knauf Gips KG" productID="de:Knauf Diamant|en:Knauf Diamant|it:Knauf Diamant"/>
    <Material id="840" category="2" name="de:Kalkglätte|en:Lime Plaster fine|it:Intonaco fine in calce" lambda="0.2815" rho="1248.97" cT="999.209" mu="11.0915" w80="13.6605" wsat="452" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universit�t Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:SCHAEFER KALK GmbH &amp; Co KG|en:SCHAEFER KALK GmbH &amp; Co KG|it:SCHAEFER KALK GmbH &amp; Co KG" productID=""/>
    <Material id="841" category="2" name="de:Lehmkleber|en:Loam Adhesive|it:Colla a base di argilla" lambda="0.723667" rho="1652.41" cT="889.005" mu="9.89809" w80="20.3385" wsat="504.141" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Projekt Oeko ID Graz;neu kalibriert|en:Project Oeko ID Graz; newly calibrated|it:Progetto Oeko ID Graz" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID=""/>
    <Material id="842" category="2" name="de:Kalk Zement Mörtel (hoher Zementanteil)|en:Lime cement mortar|it:Malta di cemento calce (alta percentuale di cemento)" lambda="0.803333" rho="1876.08" cT="757.939" mu="41.2755" w80="57.8303" wsat="222.606" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Handgemacht TU Dresden 2015 - Rezeptur|en:Handmade TU Dresden 2015 - Recipe|it:Fatto a mano Technische Universität Dresden nel 2015 - laboratorio" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK" producer="de:Holzbalkenprojekt|en:Project Wooden Beam Heads|it:Progetto Holzbalken" productID=""/>
    <Material id="843" category="2" name="de:StoDecosil K|en:StoDecosil K|it:StoDecosil K" lambda="0.74" rho="1760.32" cT="772.228" mu="251.359" w80="1.86375" wsat="329.164" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Konservierungsmittelfreier, schadstoffgeprüfter Oberputz auf Silikatbasis mit Kratzputzstruktur für Innen.;neu kalibriert|en:For inner surfaces.;newly calibrated|it:Intonaco di finitura a base di silicato con struttura ruvida per d'interni; privo di conservanti, testato tossicologicamente." source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator2|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universit�t Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:Sto SE &amp; Co. KGaA|en:Sto SE &amp; Co. KGaA|it:Sto SE &amp; Co. KGaA" productID="de:StoDecosil K|en:StoDecosil K|it:StoDecosil K"/>
    <Material id="844" category="8" name="de:Fichte Longitudinal|en:Spruce Longitudinal|it:Abete rosso longitudinale" lambda="0.147833" rho="414.605" cT="2416.33" mu="3.80723" w80="76.3162" wsat="718.947" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:neu kalibriert Juli 2020|en:newly calibrated July 2020|it:Funzione Kl corretta" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="" productID="de:MHP S|en:MHP S|it:MHP S"/>
    <Material id="845" category="6" name="de:TUBAG Daemmunterputz DUP01 kapillaraktiv|en:TUBAG Insulation Plaster DUP01 kapillaraktiv|it:TUBAG rinzaffo termoisolante DUP01 capillarattivo" lambda="0.229" rho="1126.9" cT="850" mu="10.6766" w80="83.8683" wsat="385.708" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Nur Testmaterial, entspricht dem Dämmunterputz DUP wa. Lediglich das Hydrophobiermittel wurde bei der Herstellung nicht zugegeben.;neu kalibriert|en:Only test material. Equal to base plaster DUP wa by Tubag/Hufgard but without hydrophobic treatment.;newly calibrated|it:Soltanto materiale di prova, corrispondente al Dämmunterputz DUP wa. Solo l'ingrediente per l'idrofobia non è stato aggiunto durante la produzione. Funzione Kl corretta" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator2|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator2|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator2" producer="de:TUBAG / quickmix|en:TUBAG / quickmix|it:TUBAG / quickmix" productID="de:DUP 01|en:DUP 01|it:DUP 01"/>
    <Material id="846" category="6" name="de:Rotkalk in-Board 045 TecTem|en:Rotkalk in-Board 045 TecTem|it:TecTem pannello isolante per interni 120 - 200 mm" lambda="0.0462" rho="100.287" cT="1640.08" mu="8.00016" w80="3.54179" wsat="770" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Für Dicken ab 120mm|en:Thickness greater equal 120mm|it:Per spessori da 120mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|fr:KNAUF Gips KG|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:Rotkalk in-Board 045 TecTem|en:Rotkalk in-Board 045 TecTem|it:5774"/>
    <Material id="847" category="2" name="de:Rotkalk in-Grundputz Historic|en:Rotkalk in-Base plaster Historic|it:TecTem intonaco di fondo a base di argilla" lambda="0.91" rho="1700" cT="1000" mu="10" w80="20" wsat="320" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|fr:KNAUF Gips KG|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:Rotkalk in-Grundputz Historic|en:Rotkalk in-Grundputz Historic"/>
    <Material id="848" category="6" name="de:Rotkalk in-Board Climaprotect|en:Rotkalk in-Board Climaprotect|it:TecTem pannello isolante per interni Climaprotect 25 mm" lambda="0.0497167" rho="157.946" cT="1131.63" mu="7.69509" w80="4.53899" wsat="777" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:EN|en:Inside insulation board for timber framework|it:EN" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|fr:KNAUF Gips KG|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:Rotkalk in-Board Climaprotect|en:Rotkalk in-Board Climaprotect|it:5773"/>
    <Material id="849" category="6" name="de:Rotkalk in-Board Historic  055|en:Rotkalk in-Board Historic  055|it:TecTem pannello isolante per interno Historic 60 mm" lambda="0.0497167" rho="157.946" cT="1131.63" mu="7.69509" w80="4.53899" wsat="777" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Innendämmplatte für Fachwerk, nur erhältlich mit einer Dicke von 60 mm|en:Inside insulation board for timber framework, only avalable with thickness of 60 mm|it:Pannello isolante per interni per costruzioni a traliccio, disponibile solo con uno spessore di 60 mm" source="de:TU Dresden, Erstellt mit MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|fr:KNAUF Gips KG|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH|ru:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:Rotkalk in-Board Historic  055|en:Rotkalk in-Board Historic  055|fr:Rotkalk in-Board Historic  055|it:5773"/>
    <Material id="850" category="2" name="de:Rotkalk in-Klebemörtel Historic|en:Rotkalk in-Glue mortar Historic|it:TecTem mastice a base di argilla" lambda="0.7" rho="1700" cT="1000" mu="11" w80="41" wsat="407" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK-Labor|en:IBK-Laboratory|it:Laboratorio IBK|ru:Лаборатория института строительной климатологии" producer="de:KNAUF Gips KG|en:KNAUF Gips KG|fr:KNAUF Gips KG|it:KNAUF AQUAPANEL GmbH" productID="de:Rotkalk in-Klebemörtel Historic|en:Rotkalk in-Klebemörtel Historic|fr:Rotkalk in-Klebemörtel Historic"/>
    <Material id="851" category="2" name="de:Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk (T1 1.1.1)|en:lime cement plaster" lambda="1" rho="1800" cT="1050" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.1.1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="852" category="2" name="de:Gipsputzmörtel (T1 1.1.2)|en:gypsum mortar" lambda="0.7" rho="1400" cT="840" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.1.2" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="853" category="2" name="de:Leichtputz 1300 (T1 1.1.3)|en:light plaster 1300" lambda="0.56" rho="1300" cT="840" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.1.3" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="854" category="2" name="de:Leichtputz 1000 (T1 1.1.4)|en:light plaster 1000" lambda="0.38" rho="1000" cT="840" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.1.4" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="855" category="2" name="de:Leichtputz 700 (T1 1.1.5)|en:light plaster 700" lambda="0.25" rho="700" cT="840" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.1.5" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="856" category="2" name="de:Gipsputz ohne Zuschlag (T1 1.1.6)|en:gypsum plaster without aggregate" lambda="0.51" rho="1200" cT="840" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.1.6" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="857" category="2" name="de:Kunstharzputz (T1 1.1.7)|en:synthetic resin plaster" lambda="0.7" rho="1100" cT="1000" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.1.7" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="858" category="2" name="de:Zementmörtel (T1 1.2.1)|en:cement mortar" lambda="1.6" rho="2000" cT="1050" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="859" category="2" name="de:Normalmörtel NM (T1 1.2.2)|en:ordinary mortar" lambda="1.2" rho="1800" cT="1050" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.2" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="860" category="2" name="de:Dünnbettmauermörtel (T1 1.2.3)|en:thin-bed mortar" lambda="1" rho="1600" cT="1050" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.3" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="861" category="2" name="de:Leichtmauermörtel 1000 (T1 1.2.4)|en:light masonry mortar 1000" lambda="0.36" rho="1000" cT="1050" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.4, Leichtmauermörtel nach DIN EN 1996-1-1, DIN 1996-2" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="862" category="2" name="de:Leichtmauermörtel 700 (T1 1.2.5)|en:light masonry mortar 700" lambda="0.21" rho="700" cT="1050" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.5, Leichtmauermörtel nach DIN EN 1996-1-1, DIN 1996-2" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="863" category="2" name="de:Leichtmauermörtel 250 (T1 1.2.6)|en:light masonry mortar 250" lambda="0.1" rho="250" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.6" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="864" category="2" name="de:Leichtmauermörtel 400 (T1 1.2.6)|en:light masonry mortar 400" lambda="0.14" rho="400" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.6" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="865" category="2" name="de:Leichtmauermörtel 700 (T1 1.2.6)|en:light masonry mortar 700" lambda="0.25" rho="700" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.6" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="866" category="2" name="de:Leichtmauermörtel 1000 (T1 1.2.6)|en:light masonry mortar 1000" lambda="0.38" rho="1000" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.6" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="867" category="2" name="de:Leichtmauermörtel 1500 (T1 1.2.6)|en:light masonry mortar 1500" lambda="0.69" rho="1500" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.6" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="868" category="2" name="de:Gussasphaltestrich (T1 1.3.1)|en:asphalt screed" lambda="0.9" rho="2300" cT="1090" mu="9000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.3.1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="869" category="2" name="de:Zement-Estrich (T1 1.3.2)|en:cement screed" lambda="1.4" rho="2000" cT="1000" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.3.2" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="870" category="2" name="de:Calciumsulfat-Estrich, Anhydrit-Estrich (T1 1.3.3)|en:calcium sulfate screed, anhydrite screed" lambda="1.2" rho="2100" cT="840" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.3.3" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="871" category="2" name="de:Magnesia-Estrich 1400 (T1 1.3.4)|en:magnesia screed 1400" lambda="0.47" rho="1400" cT="1675" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.3.4" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="872" category="2" name="de:Magnesia-Estrich 2300 (T1 1.3.4)|en:magnesia screed 2300" lambda="0.7" rho="2300" cT="1000" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.3.4" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="873" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 800 (T1 2.2)|en:light concrete 800" lambda="0.39" rho="800" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="874" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 900 (T1 2.2)|en:light concrete 900" lambda="0.44" rho="900" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="875" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1000 (T1 2.2)|en:light concrete 1000" lambda="0.49" rho="1000" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="876" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1100 (T1 2.2)|en:light concrete 1100" lambda="0.55" rho="1100" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="877" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1200 (T1 2.2)|en:light concrete 1200" lambda="0.62" rho="1200" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="878" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1300 (T1 2.2)|en:light concrete 1300" lambda="0.7" rho="1300" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="879" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1400 (T1 2.2)|en:light concrete 1400" lambda="0.79" rho="1400" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="880" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1500 (T1 2.2)|en:light concrete 1500" lambda="0.89" rho="1500" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="881" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1600 (T1 2.2)|en:light concrete 1600" lambda="1" rho="1600" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="882" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 1800 (T1 2.2)|en:light concrete 1800" lambda="1.15" rho="1800" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="883" category="5" name="de:Leichtbeton und Stahlleichtbeton 2000 (T1 2.2)|en:light concrete 2000" lambda="1.35" rho="2000" cT="1050" mu="70" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.2, Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN EN 13055-1, ohne Quarzsandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="884" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 350 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 350" lambda="0.11" rho="350" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="885" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 400 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 400" lambda="0.12" rho="400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="886" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 450 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 450" lambda="0.13" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="887" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 500 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 500" lambda="0.14" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3,Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="888" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 550 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 550" lambda="0.16" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="889" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 600 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 600" lambda="0.18" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="890" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 650 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 650" lambda="0.19" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="891" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 700 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 700" lambda="0.2" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="892" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 750 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 750" lambda="0.21" rho="750" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="893" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 800 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 800" lambda="0.23" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="894" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 900 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 900" lambda="0.26" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="895" category="5" name="de:Porenbeton dampfgehärtet 1000 (T1 2.3)|en:autoclaved aerated concrete 1000" lambda="0.29" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.3, Dampfgehärteter Porenbeton nach DIN EN 12602" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="896" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig 600 (T1 2.4.1)|en:Light-weight concrete porous 600" lambda="0.22" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit nichtporigen Zuschlägen nach DIN EN 12620, z.B. Kies" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="897" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig 1600 (T1 2.4.1)|en:Light-weight concrete porous 1600" lambda="0.81" rho="1600" cT="1050" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit nichtporigen Zuschlägen nach DIN EN 12620, z.B. Kies" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="898" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig 1800 (T1 2.4.1)|en:Light-weight concrete porous 1800" lambda="1.1" rho="1800" cT="1050" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit nichtporigen Zuschlägen nach DIN EN 12620, z.B. Kies" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="899" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig 2000 (T1 2.4.1)|en:Light-weight concrete porous 2000" lambda="1.3" rho="2000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit nichtporigen Zuschlägen nach DIN EN 12620, z.B. Kies" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="900" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 400 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 400" lambda="0.12" rho="400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="901" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 450 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 450" lambda="0.13" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="902" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 500 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 500" lambda="0.15" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="903" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 550 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 550" lambda="0.16" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="904" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 600 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 600" lambda="0.18" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="905" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 650 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 650" lambda="0.19" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="906" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 700 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 700" lambda="0.2" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="907" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 7500 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 750" lambda="0.22" rho="750" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="908" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 800 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 800" lambda="0.24" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="909" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 900 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 900" lambda="0.27" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="910" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 1000 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 1000" lambda="0.32" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="911" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 1100 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 1100" lambda="0.37" rho="1100" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="912" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 1200 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 1200" lambda="0.41" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="913" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 1300 (T1 2.4.2.1)|en:Light-weight concrete with natural pumice 1300" lambda="0.47" rho="1300" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="914" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 400 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 400" lambda="0.13" rho="400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="915" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 450 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 450" lambda="0.15" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="916" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 500 (t1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 500" lambda="0.16" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="917" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 550 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 550" lambda="0.18" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="918" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 600 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 600" lambda="0.19" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="919" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 650 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 650" lambda="0.21" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="920" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 700 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 700" lambda="0.23" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="921" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 800 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 800" lambda="0.26" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="922" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 900 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 900" lambda="0.3" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="923" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1000 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1000" lambda="0.35" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="924" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1100 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1100" lambda="0.39" rho="1100" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="925" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1200 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1200" lambda="0.44" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="926" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1300 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1300" lambda="0.5" rho="1300" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="927" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1400 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1400" lambda="0.55" rho="1400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="928" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1500 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1500" lambda="0.6" rho="1500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="929" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1600 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1600" lambda="0.68" rho="1600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="930" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig mit Blähton 1700 (T1 2.4.2.2)|en:Light-weight concrete with expended clay 1700" lambda="0.76" rho="1700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Blähton" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="931" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 700 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 700" lambda="0.26" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="932" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 800 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 800" lambda="0.28" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="933" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 1000 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 1000" lambda="0.36" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="934" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 1200 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 1200" lambda="0.46" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="935" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 1400 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 1400" lambda="0.57" rho="1400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="936" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 1600 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 1600" lambda="0.75" rho="1600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="937" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 1800 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 1800" lambda="0.92" rho="1800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="938" category="5" name="de:Leichtbeton haufwerkporig, porige Zuschläge 2000 (T1 2.4.2)|en:Light-weight concrete porous 2000" lambda="1.2" rho="2000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1 ohne Quarzandzusatz" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="939" category="7" name="de:Porenbeton-Bauplatten, unbewehrt, 400 (T1 3.1.1)|en:aereated concrete board, unreinforced 400" lambda="0.2" rho="400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.1, nach DIN 4166, mit normaler Fugendicke und Mauermörtel, nach DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="940" category="7" name="de:Porenbeton-Bauplatten, unbewehrt, 500 (T1 3.1.1)|en:aereated concrete board, unreinforced 500" lambda="0.22" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.1, nach DIN 4166, mit normaler Fugendicke und Mauermörtel, nach DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="941" category="7" name="de:Porenbeton-Bauplatten, unbewehrt, 600 (T1 3.1.1)|en:aereated concrete board, unreinforced 600" lambda="0.24" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.1, nach DIN 4166, mit normaler Fugendicke und Mauermörtel, nach DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="942" category="7" name="de:Porenbeton-Bauplatten, unbewehrt, 700 (T1 3.1.1)|en:aereated concrete board, unreinforced 700" lambda="0.27" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.1, nach DIN 4166, mit normaler Fugendicke und Mauermörtel, nach DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="943" category="7" name="de:Porenbeton-Bauplatten, unbewehrt, 800 (T1 3.1.1)|en:aereated concrete board, unreinforced 800" lambda="0.29" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.1, nach DIN 4166, mit normaler Fugendicke und Mauermörtel, nach DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="944" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 350 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 350" lambda="0.11" rho="350" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="945" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 400 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 400" lambda="0.13" rho="400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="946" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 450 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 450" lambda="0.15" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="947" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 500 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 500" lambda="0.16" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="948" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 550 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 550" lambda="0.18" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="949" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 600 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 600" lambda="0.19" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="950" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 650 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 650" lambda="0.21" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="951" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 700 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 700" lambda="0.22" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="952" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 750 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 750" lambda="0.24" rho="750" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="953" category="7" name="de:Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, 800 (T1 3.1.2)|en:aereated concrete board, unreinforced 800" lambda="0.25" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.2, nach DIN 4166, dünnfugig verlegt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="954" category="7" name="de:Leichtbeton Wandbauplatten 800 (T1 3.2)|en:lightweight concrete wallboard 800" lambda="0.29" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.2, Wandbauplatten aus Leichtbeton nach DIN 18162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="955" category="7" name="de:Leichtbeton Wandbauplatten 900 (T1 3.2)|en:lightweight concrete wallboard 900" lambda="0.32" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.2, Wandbauplatten aus Leichtbeton nach DIN 18162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="956" category="7" name="de:Leichtbeton Wandbauplatten 1000 (T1 3.2)|en:lightweight concrete wallboard 1000" lambda="0.37" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.2, Wandbauplatten aus Leichtbeton nach DIN 18162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="957" category="7" name="de:Leichtbeton Wandbauplatten 1200 (T1 3.2)|en:lightweight concrete wallboard 1200" lambda="0.47" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.2, Wandbauplatten aus Leichtbeton nach DIN 18162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="958" category="7" name="de:Leichtbeton Wandbauplatten 1400 (T1 3.2)|en:lightweight concrete wallboard 1400" lambda="0.58" rho="1400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.2, Wandbauplatten aus Leichtbeton nach DIN 18162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="959" category="7" name="de:Gips Wandbauplatten 750 (T1 3.3)|en:gypsum wallboard 750" lambda="0.35" rho="750" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.3, Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="960" category="7" name="de:Gips Wandbauplatten 900 (T1 3.3)|en:gypsum wallboard 900" lambda="0.41" rho="900" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.3, Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="961" category="7" name="de:Gips Wandbauplatten 1000 (T1 3.3)|en:gypsum wallboard 1000" lambda="0.47" rho="1000" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.3, Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="962" category="7" name="de:Gips Wandbauplatten 1200 (T1 3.3)|en:gypsum wallboard 1200" lambda="0.58" rho="1200" cT="840" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.3, Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="963" category="7" name="de:Gipsplatten 800 (T1 3.4)|en:gypsum board 800" lambda="0.25" rho="800" cT="840" mu="4" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.4, Gipsplatten nach DIN 18180, DIN EN 520" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="964" category="3" name="de:Klinker Mauerwerk 1800 (T1 4.1.1)|en:clinker brickwork 1800" lambda="0.81" rho="1800" cT="920" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.1, Vollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="965" category="3" name="de:Klinker Mauerwerk 2000 (T1 4.1.1)|en:clinker brickwork 2000" lambda="0.96" rho="2000" cT="920" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.1, Vollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="966" category="3" name="de:Klinker Mauerwerk 2200 (T1 4.1.1)|en:clinker brickwork 2200" lambda="1.2" rho="2200" cT="920" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.1, Vollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 22000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="967" category="3" name="de:Klinker Mauerwerk 2400 (T1 4.1.1)|en:clinker brickwork 2400" lambda="1.4" rho="2400" cT="920" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.1, Vollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 24000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="968" category="3" name="de:Ziegel Mauerwerk 1200 (T1 4.1.2)|en:brick brickwork 1200" lambda="0.5" rho="1200" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.2, Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="969" category="3" name="de:Ziegel Mauerwerk 1400 (T1 4.1.2)|en:brick brickwork 1400" lambda="0.58" rho="1400" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.2, Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="970" category="3" name="de:Ziegel Mauerwerk 1600 (T1 4.1.2)|en:brick brickwork 1600" lambda="0.68" rho="1600" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.2, Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="971" category="3" name="de:Ziegel Mauerwerk 1800 (T1 4.1.2)|en:brick brickwork 1800" lambda="0.81" rho="1800" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.2, Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="972" category="3" name="de:Ziegel Mauerwerk 2000 (T1 4.1.2)|en:brick brickwork 2000" lambda="0.96" rho="2000" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.2, Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12000-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="973" category="3" name="de:Ziegel Mauerwerk 2200 (T1 4.1.2)|en:brick brickwork 2200" lambda="1.2" rho="2200" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.2, Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12200-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="974" category="3" name="de:Ziegel Mauerwerk 2400 (T1 4.1.2)|en:brick brickwork 2400" lambda="1.4" rho="2400" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.2, Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="975" category="3" name="de:Hochlochziegel 550 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 550 LM21/LM36" lambda="0.27" rho="550" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="976" category="3" name="de:Hochlochziegel 550 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 550 NM/DM" lambda="0.32" rho="550" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="977" category="3" name="de:Hochlochziegel 600 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 600 LM21/LM36" lambda="0.28" rho="600" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="978" category="3" name="de:Hochlochziegel 600 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 600 NM/DM" lambda="0.33" rho="600" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="979" category="3" name="de:Hochlochziegel 650 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 650 LM21/LM36" lambda="0.3" rho="650" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="980" category="3" name="de:Hochlochziegel 650 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 650 NM/DM" lambda="0.35" rho="650" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="981" category="3" name="de:Hochlochziegel 700 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 700 LM21/LM36" lambda="0.31" rho="700" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="982" category="3" name="de:Hochlochziegel 700 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 700 NM/DM" lambda="0.36" rho="700" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="983" category="3" name="de:Hochlochziegel 750 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 750 LM21/LM36" lambda="0.33" rho="750" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="984" category="3" name="de:Hochlochziegel 750 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 750 NM/DM" lambda="0.38" rho="750" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="985" category="3" name="de:Hochlochziegel 800 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 800 LM21/LM36" lambda="0.34" rho="800" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="986" category="3" name="de:Hochlochziegel 800 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 800 NM/DM" lambda="0.39" rho="800" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="987" category="3" name="de:Hochlochziegel 850 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 850 LM21/LM36" lambda="0.36" rho="850" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="988" category="3" name="de:Hochlochziegel 850 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 850 NM/DM" lambda="0.41" rho="850" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="989" category="3" name="de:Hochlochziegel 900 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 900 LM21/LM36" lambda="0.37" rho="900" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="990" category="3" name="de:Hochlochziegel 900 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 900 NM/DM" lambda="0.42" rho="900" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="991" category="3" name="de:Hochlochziegel 950 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 950 LM21/LM36" lambda="0.38" rho="950" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="992" category="3" name="de:Hochlochziegel 950 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 950 NM/DM" lambda="0.44" rho="950" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="993" category="3" name="de:Hochlochziegel 1000 LM21/LM36 (T1 4.1.3)|en:hollow brick 1000 LM21/LM36" lambda="0.4" rho="1000" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="994" category="3" name="de:Hochlochziegel 1000 NM/DM (T1 4.1.3)|en:hollow brick 1000 NM/DM" lambda="0.45" rho="1000" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.3, Hochlochziegel HLzA und HLzB, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="995" category="3" name="de:Hochlochziegel 550 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 550 LM21/LM36" lambda="0.19" rho="550" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="996" category="3" name="de:Hochlochziegel 550 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 550 NM" lambda="0.22" rho="550" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="997" category="3" name="de:Hochlochziegel 600 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 600 LM21/LM36" lambda="0.2" rho="600" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="998" category="3" name="de:Hochlochziegel 600 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 600 NM" lambda="0.23" rho="600" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="999" category="3" name="de:Hochlochziegel 650 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 650 LM21/LM36" lambda="0.2" rho="650" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1000" category="3" name="de:Hochlochziegel 650 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 650 NM" lambda="0.23" rho="650" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1001" category="3" name="de:Hochlochziegel 700 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 700 LM21/LM36" lambda="0.21" rho="700" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1002" category="3" name="de:Hochlochziegel 700 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 700 NM" lambda="0.24" rho="700" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1003" category="3" name="de:Hochlochziegel 750 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 750 LM21/LM36" lambda="0.22" rho="750" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1004" category="3" name="de:Hochlochziegel 750 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 750 NM" lambda="0.25" rho="750" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1005" category="3" name="de:Hochlochziegel 800 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 800 LM21/LM36" lambda="0.23" rho="800" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1006" category="3" name="de:Hochlochziegel 800 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 800 NM" lambda="0.26" rho="800" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1007" category="3" name="de:Hochlochziegel 850 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 850 LM21/LM36" lambda="0.23" rho="850" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1008" category="3" name="de:Hochlochziegel 850 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 850 NM" lambda="0.26" rho="850" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1009" category="3" name="de:Hochlochziegel 900 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 900 LM21/LM36" lambda="0.24" rho="900" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1010" category="3" name="de:Hochlochziegel 900 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 900 NM" lambda="0.27" rho="900" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1011" category="3" name="de:Hochlochziegel 950 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 950 LM21/LM36" lambda="0.25" rho="950" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1012" category="3" name="de:Hochlochziegel 950 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 950 NM" lambda="0.28" rho="950" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1013" category="3" name="de:Hochlochziegel 1000 LM21/LM36 (T1 4.1.4)|en:hollow brick 1000 LM21/LM36" lambda="0.26" rho="1000" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1014" category="3" name="de:Hochlochziegel 1000 NM (T1 4.1.4)|en:hollow brick 1000 NM" lambda="0.29" rho="1000" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1015" category="3" name="de:Kalksandstein 1000 (T1 4.2)|en:sand lime brick 1000" lambda="0.5" rho="1000" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1016" category="3" name="de:Kalksandstein 1200 (T1 4.2)|en:sand lime brick 1200" lambda="0.56" rho="1200" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1017" category="3" name="de:Kalksandstein 1400 (T1 4.2)|en:sand lime brick 1400" lambda="0.7" rho="1400" cT="920" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1018" category="3" name="de:Kalksandstein 1600 (T1 4.2)|en:sand lime brick 1600" lambda="0.79" rho="1600" cT="920" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1019" category="3" name="de:Kalksandstein 1800 (T1 4.2)|en:sand lime brick 1800" lambda="0.99" rho="1800" cT="920" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1020" category="3" name="de:Kalksandstein 2000 (T1 4.2)|en:sand lime brick 2000" lambda="1.1" rho="2000" cT="920" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1021" category="3" name="de:Kalksandstein 2200 (T1 4.2)|en:sand lime brick 2200" lambda="1.3" rho="2200" cT="920" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1022" category="3" name="de:Kalksandstein 2400 (T1 4.2)|en:sand lime brick 2400" lambda="1.6" rho="2400" cT="920" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1023" category="3" name="de:Kalksandstein 2600 (T1 4.2)|en:sand lime brick 2600" lambda="1.8" rho="2600" cT="920" mu="15" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.2, Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106 bzw. DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1024" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 350 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 350" lambda="0.11" rho="350" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1025" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 400 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 400" lambda="0.13" rho="400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1026" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 450 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 450" lambda="0.15" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1027" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 500 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 500" lambda="0.16" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1028" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 550 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 550" lambda="0.18" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1029" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 600 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 600" lambda="0.19" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1030" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 650 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 650" lambda="0.21" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1031" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 700 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 700" lambda="0.22" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1032" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 750 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 750" lambda="0.24" rho="750" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1033" category="3" name="de:Porenbeton-Planstein 800 (T1 4.3)|en:cellular concrete precision blocks 800" lambda="0.25" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.3, Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP) nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1034" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 450 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 450 LM21/DM" lambda="0.2" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1035" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 450 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 450 LM36" lambda="0.21" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1036" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 450 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 450 NM" lambda="0.24" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1037" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 500 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 500 LM21/DM" lambda="0.22" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1038" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 500 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 500 LM36" lambda="0.23" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1039" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 500 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 500 NM" lambda="0.26" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1040" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 550 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 550 LM21/DM" lambda="0.23" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1041" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 550 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 550 LM36" lambda="0.24" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1042" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 550 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 550 NM" lambda="0.27" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1043" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 600 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 600 LM21/DM" lambda="0.24" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1044" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 600 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 600 LM36" lambda="0.25" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1045" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 600 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 600 NM" lambda="0.29" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1046" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 650 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 650 LM21/DM" lambda="0.26" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1047" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 650 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 650 LM36" lambda="0.27" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1048" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 650 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 650 NM" lambda="0.3" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1049" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 700 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 700 LM21/DM" lambda="0.28" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1050" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 700 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 700 LM36" lambda="0.29" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1051" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 700 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 700 NM" lambda="0.32" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1052" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 800 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 800 LM21/DM" lambda="0.31" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1053" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 800 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 800 LM36" lambda="0.32" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1054" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 800 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 800 NM" lambda="0.35" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1055" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 900 LM21/DM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 900 LM21/DM" lambda="0.34" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1056" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 900 LM36 (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 900 LM36" lambda="0.36" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1057" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 900 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 900 NM" lambda="0.39" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1058" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 1000 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 1000 NM" lambda="0.45" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1059" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 1200 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 1200 NM" lambda="0.53" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1060" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 1400 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 1400 NM" lambda="0.65" rho="1400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1061" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Mauerwerk 1600 NM (T1 4.4.1)|en:concrete hollow block brickwork 1600 NM" lambda="0.74" rho="1600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.1, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 Gruppe 1e, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1062" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 450 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 450 LM21/DM" lambda="0.22" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1063" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 450 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 450 LM36" lambda="0.23" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1064" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 500 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 500 LM21/DM" lambda="0.24" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1065" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 500 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 500 LM36" lambda="0.25" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1066" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 450 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 450 NM" lambda="0.28" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1067" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 500 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 500 NM" lambda="0.29" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1068" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 550 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 550 LM21/DM" lambda="0.26" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1069" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 550 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 550 LM36" lambda="0.27" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1070" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 550 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 550 NM" lambda="0.31" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1071" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 600 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 600 LM21/DM" lambda="0.27" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1072" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 600 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 600 LM36" lambda="0.28" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1073" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 600 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 600 NM" lambda="0.32" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1074" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 650 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 650 LM21/DM" lambda="0.29" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1075" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 650 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 650 LM36" lambda="0.3" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1076" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 650 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 650 NM" lambda="0.34" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1077" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 700 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 700 LM21/DM" lambda="0.3" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1078" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 700 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 700 LM36" lambda="0.32" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1079" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 700 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 700 NM" lambda="0.36" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1080" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 800 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 800 LM21/DM" lambda="0.34" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1081" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 800 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 800 LM36" lambda="0.36" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1082" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 800 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 800 NM" lambda="0.41" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1083" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 900 LM21/DM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 900 LM21/DM" lambda="0.37" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1084" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 900 LM36 (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 900 LM36" lambda="0.4" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1085" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 900 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 900 NM" lambda="0.46" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1086" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 1000 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 1000 NM" lambda="0.5" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1087" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 1200 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 1200 NM" lambda="0.56" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1088" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 1400 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 1400 NM" lambda="0.7" rho="1400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1089" category="3" name="de:Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 1600 NM (T1 4.4.2)|en:concrete hollow block brickwork 1600 NM" lambda="0.76" rho="1600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1090" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 450 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 450 LM21/DM" lambda="0.14" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1091" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 450 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 450 LM36" lambda="0.16" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1092" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 450 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 450 NM" lambda="0.18" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1093" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 500 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 500 LM21/DM" lambda="0.15" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1094" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 500 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 500 LM36" lambda="0.17" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1095" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 500 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 500 NM" lambda="0.2" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1096" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 550 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 550 LM21/DM" lambda="0.16" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1097" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 550 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 550 LM36" lambda="0.18" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1098" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 550 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 550 NM" lambda="0.21" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1099" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 600 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 600 LM21/DM" lambda="0.17" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1100" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 600 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 600 LM36" lambda="0.19" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1101" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 600 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 600 NM" lambda="0.22" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1102" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 650 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 650 LM21/DM" lambda="0.18" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1103" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 650 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 650 LM36" lambda="0.2" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1104" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 650 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 650 NM" lambda="0.23" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1105" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 700 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 700 LM21/DM" lambda="0.19" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1106" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 700 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 700 LM36" lambda="0.21" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1107" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 700 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 700 NM" lambda="0.25" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1108" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 800 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 800 LM21/DM" lambda="0.21" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1109" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 800 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 800 LM36" lambda="0.23" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1110" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 800 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 800 NM" lambda="0.27" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1111" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 900 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 900 LM21/DM" lambda="0.25" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1112" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 900 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 900 LM36" lambda="0.26" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1113" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 900 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 900 NM" lambda="0.3" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1114" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 1000 LM21/DM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 1000 LM21/DM" lambda="0.28" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1115" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 1000 LM36 (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 1000 LM36" lambda="0.29" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1116" category="3" name="de:Betonstein Vollblock Mauerwerk 1000 NM (T1 4.4.3)|en:concrete solid block brickwork 1000 NM" lambda="0.32" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1117" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 450 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 450 LM21/DM" lambda="0.22" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1118" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 450 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 450 LM36" lambda="0.23" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1119" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 450 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 450 NM" lambda="0.28" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1120" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 500 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 500 LM21/DM" lambda="0.23" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1121" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 500 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 500 LM36" lambda="0.24" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1122" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 500 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 500 NM" lambda="0.29" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1123" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 550 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 550 LM21/DM" lambda="0.24" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1124" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 550 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 550 LM36" lambda="0.25" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1125" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 550 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 550 NM" lambda="0.3" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1126" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 600 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 600 LM21/DM" lambda="0.25" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1127" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 600 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 600 LM36" lambda="0.26" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1128" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 600 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 600 NM" lambda="0.31" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1129" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 650 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 650 LM21/DM" lambda="0.26" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1130" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 650 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 650 LM36" lambda="0.27" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1131" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 650 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 650 NM" lambda="0.32" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1132" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 700 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 700 LM21/DM" lambda="0.27" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1133" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 700 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 700 LM36" lambda="0.28" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1134" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 700 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 700 NM" lambda="0.33" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1135" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 800 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 800 LM21/DM" lambda="0.29" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1136" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 800 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 800 LM36" lambda="0.3" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1137" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 800 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 800 NM" lambda="0.36" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1138" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 900 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 900 LM21/DM" lambda="0.32" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1139" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 900 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 900 LM36" lambda="0.32" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1140" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 900 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 900 NM" lambda="0.39" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1141" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 1000 LM21/DM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1000 LM21/DM" lambda="0.34" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1142" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 1000 LM36 (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1000 LM36" lambda="0.35" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1143" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 1000 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1000 NM" lambda="0.42" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1144" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 1200 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1200 NM" lambda="0.49" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1145" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 1400 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1400 NM" lambda="0.57" rho="1400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1146" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 1600 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1600 NM" lambda="0.62" rho="1600" cT="1050" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1147" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 1800 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1800 NM" lambda="0.68" rho="1800" cT="1050" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1148" category="3" name="de:Leichbetonstein Vollblock Mauerwerk 2000 NM (T1 4.4.4)|en:lightweight concrete solid block brickwork 2000 NM" lambda="0.74" rho="2000" cT="1050" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.4, Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100 aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als Naturbims und Blähton, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1149" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 450 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 450 LM21/DM" lambda="0.21" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1150" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 450 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 450 LM36" lambda="0.22" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1151" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 450 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 450 NM" lambda="0.31" rho="450" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1152" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 500 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 500 LM21/DM" lambda="0.22" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1153" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 500 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 500 LM36" lambda="0.23" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1154" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 500 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 500 NM" lambda="0.32" rho="500" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1155" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 550 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 550 LM21/DM" lambda="0.23" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1156" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 550 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 550 LM36" lambda="0.25" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1157" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 550 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 550 NM" lambda="0.33" rho="550" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1158" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 600 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 600 LM21/DM" lambda="0.24" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1159" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 600 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 600 LM36" lambda="0.26" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1160" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 600 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 600 NM" lambda="0.34" rho="600" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1161" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 650 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 650 LM21/DM" lambda="0.25" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1162" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 650 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 650 LM36" lambda="0.27" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1163" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 650 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 650 NM" lambda="0.35" rho="650" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1164" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 700 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 700 LM21/DM" lambda="0.27" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1165" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 700 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 700 LM36" lambda="0.29" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1166" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 700 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 700 NM" lambda="0.37" rho="700" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1167" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 800 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 800 LM21/DM" lambda="0.3" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1168" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 800 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 800 LM36" lambda="0.32" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1169" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 800 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 800 NM" lambda="0.4" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1170" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 900 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 900 LM21/DM" lambda="0.33" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1171" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 900 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 900 LM36" lambda="0.35" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1172" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 900 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 900 NM" lambda="0.43" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1173" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 1000 LM21/DM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1000 LM21/DM" lambda="0.36" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1174" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 1000 LM36 (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1000 LM36" lambda="0.38" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1175" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 1000 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1000 NM" lambda="0.46" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1176" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 1200 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1200 NM" lambda="0.54" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1177" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 1400 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1400 NM" lambda="0.63" rho="1400" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1178" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 1600 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1600 NM" lambda="0.74" rho="1600" cT="1050" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1179" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 1800 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 1800 NM" lambda="0.87" rho="1800" cT="1050" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1180" category="3" name="de:Leichbeton Vollstein Mauerwerk 2000 NM (T1 4.4.5)|en:lightweight concrete solid block brickwork 2000 NM" lambda="0.99" rho="2000" cT="1050" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.5, Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100, NM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1181" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 800 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 800" lambda="0.6" rho="800" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1182" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 900 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 900" lambda="0.65" rho="900" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1183" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 1000 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 1000" lambda="0.7" rho="1000" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1184" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 1200 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 1200" lambda="0.8" rho="1200" cT="1050" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1185" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 1400 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 1400" lambda="0.9" rho="1400" cT="1050" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1186" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 1600 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 1600" lambda="1" rho="1600" cT="1050" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1187" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 1800 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 1800" lambda="1.1" rho="1800" cT="1050" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1188" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 2000 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 2000" lambda="1.3" rho="2000" cT="1050" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 200000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1189" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 2200 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 2200" lambda="1.6" rho="2200" cT="1050" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 220000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1190" category="3" name="de:Betonstein Mauerwerk 2400 (T1 4.4.6)|en:concrete brickwork 2400" lambda="2" rho="2400" cT="1050" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.6, Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 240000-403, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1191" category="6" name="de:Mineralwolle 0.030 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.030" lambda="0.03" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.031" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1192" category="6" name="de:Mineralwolle 0.031 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.031" lambda="0.031" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.031" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1193" category="6" name="de:Mineralwolle 0.032 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.032" lambda="0.032" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.032" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1194" category="6" name="de:Mineralwolle 0.033 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.033" lambda="0.033" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.033" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1195" category="6" name="de:Mineralwolle 0.034 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.034" lambda="0.034" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.034" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1196" category="6" name="de:Mineralwolle 0.035 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.035" lambda="0.035" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.035" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1197" category="6" name="de:Mineralwolle 0.036 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.036" lambda="0.036" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.036" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1198" category="6" name="de:Mineralwolle 0.037 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.037" lambda="0.037" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.037" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1199" category="6" name="de:Mineralwolle 0.038 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.038" lambda="0.038" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.038" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1200" category="6" name="de:Mineralwolle 0.039 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.039" lambda="0.039" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.039" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1201" category="6" name="de:Mineralwolle 0.040 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.040" lambda="0.04" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.040" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1202" category="6" name="de:Mineralwolle 0.041 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.041" lambda="0.041" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.041" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1203" category="6" name="de:Mineralwolle 0.042 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.042" lambda="0.042" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.042" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1204" category="6" name="de:Mineralwolle 0.043 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.043" lambda="0.043" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.043" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1205" category="6" name="de:Mineralwolle 0.044 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.044" lambda="0.044" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.044" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1206" category="6" name="de:Mineralwolle 0.045 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.045" lambda="0.045" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.045" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1207" category="6" name="de:Mineralwolle 0.046 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.046" lambda="0.046" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.046" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1208" category="6" name="de:Mineralwolle 0.047 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.047" lambda="0.047" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.047" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1209" category="6" name="de:Mineralwolle 0.048 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.048" lambda="0.048" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.048" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1210" category="6" name="de:Mineralwolle 0.049 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.049" lambda="0.049" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.049" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1211" category="6" name="de:Mineralwolle 0.050 (T2 5.1)|en:mineral wool 0.050" lambda="0.05" rho="100" cT="1030" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.050" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1212" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.030 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.030" lambda="0.03" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.030" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1213" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.031 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.031" lambda="0.031" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.031" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1214" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.032 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.032" lambda="0.032" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.032" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1215" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.033 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.033" lambda="0.033" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.033" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1216" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.034 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.034" lambda="0.034" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.034" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1217" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.035 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.035" lambda="0.035" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.035" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1218" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.036 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.036" lambda="0.036" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.036" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1219" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.037 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.037" lambda="0.037" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.037" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1220" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.038 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.038" lambda="0.038" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.038" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1221" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.039 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.039" lambda="0.039" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.039" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1222" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.040 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.040" lambda="0.04" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.040" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1223" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.041 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.041" lambda="0.041" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.041" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1224" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.042 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.042" lambda="0.042" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.042" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1225" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.043 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.043" lambda="0.043" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.043" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1226" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.044 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.044" lambda="0.044" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.044" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1227" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.045 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.045" lambda="0.045" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.045" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1228" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.046 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.046" lambda="0.046" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.046" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1229" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.047 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.047" lambda="0.047" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.047" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1230" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.048 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.048" lambda="0.048" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.048" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1231" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.049 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.049" lambda="0.049" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.049" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1232" category="6" name="de:Expandierter Polystyrolschaum EPS 0.050 (T2 5.2)|en:expanded polystyrol foam EPS 0.050" lambda="0.05" rho="80" cT="1450" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.2, Expandierter Polystyrolschaum EPS nach DIN EN 13163a, Nennwert 0.050" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1233" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.022 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.022" lambda="0.022" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.022" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1234" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.023 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.023" lambda="0.023" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.023" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1235" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.024 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.024" lambda="0.024" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.024" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1236" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.025 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.025" lambda="0.025" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.025" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1237" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.026 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.026" lambda="0.026" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.026" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1238" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.027 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.027" lambda="0.027" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.027" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1239" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.028 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.028" lambda="0.028" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.028" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1240" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.029 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.029" lambda="0.029" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.029" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1241" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.030 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.030" lambda="0.03" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.030" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1242" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.031 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.031" lambda="0.031" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.031" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1243" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.032 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.032" lambda="0.032" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.032" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1244" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.033 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.033" lambda="0.033" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.033" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1245" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.034 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.034" lambda="0.034" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.034" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1246" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.035 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.035" lambda="0.035" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.035" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1247" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.036 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.036" lambda="0.036" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.036" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1248" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.037 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.037" lambda="0.037" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.037" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1249" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.038 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.038" lambda="0.038" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.038" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1250" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.039 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.039" lambda="0.039" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.039" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1251" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.040 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.040" lambda="0.04" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.040" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1252" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.041 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.041" lambda="0.041" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.041" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1253" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.042 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.042" lambda="0.042" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.042" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1254" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.043 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.043" lambda="0.043" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.043" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1255" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.044 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.044" lambda="0.044" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.044" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1256" category="6" name="de:Extrudierter Polystyrolschaum XPS 0.045 (T2 5.3)|en:extruded polystyrol foam XPS 0.045" lambda="0.045" rho="100" cT="1450" mu="80" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.3, Extrudierter Polystyrolschaum XPS nach DIN EN 13164a, Nennwert 0.045" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1257" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.020 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.020" lambda="0.02" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.020" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1258" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.021 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.021" lambda="0.021" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.021" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1259" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.022 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.022" lambda="0.022" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.022" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1260" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.023 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.023" lambda="0.023" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.023" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1261" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.024 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.024" lambda="0.024" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.024" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1262" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.025 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.025" lambda="0.025" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.025" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1263" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.026 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.026" lambda="0.026" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.026" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1264" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.027 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.027" lambda="0.027" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.027" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1265" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.028 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.028" lambda="0.028" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.028" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1266" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.029 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.029" lambda="0.029" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.029" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1267" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.030 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.030" lambda="0.03" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.030" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1268" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.031 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.031" lambda="0.031" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.031" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1269" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.032 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.032" lambda="0.032" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.032" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1270" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.033 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.033" lambda="0.033" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.033" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1271" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.034 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.034" lambda="0.034" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.034" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1272" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.035 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.035" lambda="0.035" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.035" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1273" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.036 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.036" lambda="0.036" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.036" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1274" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.037 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.037" lambda="0.037" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.037" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1275" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.038 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.038" lambda="0.038" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.038" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1276" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.039 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.039" lambda="0.039" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.039" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1277" category="6" name="de:Polyurethan-Hartschaum PU 0.040 (T2 5.4)|en:polyurethane rigid foam PU 0.040" lambda="0.04" rho="80" cT="1400" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.4, Polyurethan-Hartschaum PU nach DIN EN 13165a, Nennwert 0.040" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1278" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.020 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.020" lambda="0.02" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.020" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1279" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.021 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.021" lambda="0.021" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.021" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1280" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.022 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.022" lambda="0.022" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.022" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1281" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.023 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.023" lambda="0.023" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.023" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1282" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.024 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.024" lambda="0.024" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.024" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1283" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.025 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.025" lambda="0.025" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.025" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1284" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.026 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.026" lambda="0.026" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.026" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1285" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PU 0.027 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PU 0.027" lambda="0.027" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.027" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1286" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.028 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.028" lambda="0.028" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.028" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1287" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.029 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.029" lambda="0.029" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.029" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1288" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.030 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.030" lambda="0.03" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.030" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1289" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.031 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.031" lambda="0.031" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.031" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1290" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.032 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.032" lambda="0.032" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.032" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1291" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.033 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.033" lambda="0.033" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.033" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1292" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.034 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.034" lambda="0.034" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.034" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1293" category="6" name="de:Phenolharz-Hartschaum PF 0.035 (T2 5.5)|en:phenolic reson rigid foam PF 0.035" lambda="0.035" rho="60" cT="1400" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.5, Phenolharz-Hartschaum PF nach DIN EN 13166a, Nennwert 0.035" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1294" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.037 (T2 5.6)|en:foam Glass CG 0.037" lambda="0.037" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.037" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1295" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.038 (T2 5.6)|en:foam Glass CG 0.038" lambda="0.038" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.038" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1296" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.039 (T2 5.6)|en:foam Glass CG 0.039" lambda="0.039" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.039" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1297" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.040 (T2 5.6)|en:foam Glass CG 0.040" lambda="0.04" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.040" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1298" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.041 (T2 5.6)|en:foam Glass CG 0.041" lambda="0.041" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.041" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1299" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.042 (T2 5.6)|en:foam Glass CG 0.042" lambda="0.042" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.042" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1300" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.043 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.043" lambda="0.043" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.043" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1301" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.044 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.044" lambda="0.044" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.044" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1302" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.045 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.045" lambda="0.045" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.045" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1303" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.046 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.046" lambda="0.046" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.046" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1304" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.047 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.047" lambda="0.047" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.047" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1305" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.048 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.048" lambda="0.048" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.048" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1306" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.049 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.049" lambda="0.049" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.049" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1307" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.050 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.050" lambda="0.05" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.050" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1308" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.051 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.051" lambda="0.051" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.051" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1309" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.052 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.052" lambda="0.052" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.052" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1310" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.053 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.053" lambda="0.053" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.053" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1311" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.054 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.054" lambda="0.054" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.054" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1312" category="6" name="de:Schaumglas CG 0.055 (T2 5.6)|en:foam glass CG 0.055" lambda="0.055" rho="120" cT="1000" mu="999999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.6, Schaumglas CG nach DIN EN 13167a, Nennwert 0.055" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1313" category="12" name="de:Asphaltmastix d ≥ 7mm (T1 7.2.1)|en:asphalt mastic ≥ 7mm" lambda="0.7" rho="2000" cT="1090" mu="9000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2.1, Asphaltmastix, Dicke d ≥ 7 mm" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1314" category="12" name="de:Bitumendachbahn (T1 7.3.1)|en:bitumen sheeting" lambda="0.17" rho="1200" cT="1090" mu="20000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.3.1, Bitumenbahnen nach DIN EN 13707" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1315" category="12" name="de:Bitumendachbahn nackt (T1 7.3.2)|en:bitumen sheeting naked" lambda="0.17" rho="1200" cT="1090" mu="2000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.3.2, Nackte Bitumenbahnen nach DIN 52129" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1316" category="12" name="de:PTFE-Folie (T1 7.4.1)|en:ptfe foil" lambda="0.2" rho="600" cT="2000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.4.1, PTFE-Folien, Dicke d ≥ 0,05 mm" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1317" category="12" name="de:PA-Folie (T1 7.4.2)|en:pa foil" lambda="0.2" rho="600" cT="2000" mu="50000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.4.2, PA-Folie, Dicke d ≥ 0,05 mm" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1318" category="12" name="de:PP-Folie (T1 7.4.3)|en:pp foil" lambda="0.2" rho="600" cT="2000" mu="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.4.3, PP-Folie, Dicke d ≥ 0,05 mm" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1319" category="13" name="de:Bimskies (T1 8.1.1)|en:pumice gravel" lambda="0.19" rho="1000" cT="920" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.1, Bimskies, lose Schüttung, abgedeckt, porig" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1320" category="13" name="de:Blähschiefer (T1 8.1.1)|en:expanded shale" lambda="0.16" rho="400" cT="920" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.1, Blähschiefer, lose Schüttung, abgedeckt, porig" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1323" category="13" name="de:Hüttenbims (T1 8.1.1)|en:pumice slag" lambda="0.13" rho="600" cT="920" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.1, Hüttenbims, lose Schüttung, abgedeckt, porig" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1324" category="6" name="de:Korkschrot, expandiert (T1 8.1.1)|en:expanded granulated cork" lambda="0.055" rho="200" cT="2000" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.1, Korkschrot expandiert, lose Schüttung, abgedeckt, porig" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1325" category="13" name="de:Schaumlava 1200 (T1 8.1.1)|en:volcanic cinder 1200" lambda="0.22" rho="1200" cT="920" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.1, Schaumlava 1200, lose Schüttung, abgedeckt, porig" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1326" category="13" name="de:Schaumlava 1500 (T1 8.1.1)|en:volcanic cinder 1500" lambda="0.27" rho="1500" cT="920" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.1, Schaumlava 1500, lose Schüttung, abgedeckt, porig" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1327" category="6" name="de:Polystyrolschaumstoff-Partikel (T1 8.1.2)|en:polystyrene foam particle" lambda="0.05" rho="15" cT="1380" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.2, lose Schüttung, abgedeckt, porig aus Polystyrolschaumstoff-Partikeln" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1328" category="13" name="de:Kies Schüttung (T1 8.1.3)|en:gravel bulk" lambda="0.7" rho="1800" cT="840" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.3, lose Schüttung, abgedeckt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1329" category="13" name="de:Sand Schüttung (T1 8.1.3)|en:sand bulk" lambda="0.7" rho="1800" cT="840" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.3, lose Schüttung, abgedeckt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1330" category="13" name="de:Splitt Schüttung (T1 8.1.3)|en:chippings bulk" lambda="0.7" rho="1800" cT="920" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.3, Splitt trocken, lose Schüttung, abgedeckt" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1331" category="13" name="de:Lehmbaustoff 500 (T1 8.5)|en:clay material 500" lambda="0.14" rho="500" cT="1000" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1332" category="13" name="de:Lehmbaustoff 600 (T1 8.5)|en:clay material 600" lambda="0.17" rho="600" cT="1000" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1333" category="13" name="de:Lehmbaustoff 700 (T1 8.5)|en:clay material 700" lambda="0.21" rho="700" cT="1000" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1334" category="13" name="de:Lehmbaustoff 800 (T1 8.5)|en:clay material 800" lambda="0.25" rho="800" cT="1000" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1335" category="13" name="de:Lehmbaustoff 900 (T1 8.5)|en:clay material 900" lambda="0.3" rho="900" cT="1000" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1336" category="13" name="de:Lehmbaustoff 1000 (T1 8.5)|en:clay material 1000" lambda="0.35" rho="1000" cT="1000" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1337" category="13" name="de:Lehmbaustoff 1200 (T1 8.5)|en:clay material 1200" lambda="0.47" rho="1200" cT="1200" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1338" category="13" name="de:Lehmbaustoff 1400 (T1 8.5)|en:clay material 1400" lambda="0.59" rho="1400" cT="1400" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1339" category="13" name="de:Lehmbaustoff 1600 (T1 8.5)|en:clay material 1600" lambda="0.73" rho="1600" cT="1600" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1340" category="13" name="de:Lehmbaustoff 1800 (T1 8.5)|en:clay material 1800" lambda="0.91" rho="1800" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1341" category="13" name="de:Lehmbaustoff 2000 (T1 8.5)|en:clay material 2000" lambda="1.1" rho="2000" cT="2000" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.5, Lehmbaustoffe" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1342" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.062 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.062" lambda="0.062" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1343" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.063 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.063" lambda="0.063" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1344" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.064 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.064" lambda="0.064" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1345" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.065 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.065" lambda="0.065" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1346" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.066 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.066" lambda="0.066" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1347" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.067 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.067" lambda="0.067" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1348" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.068 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.068" lambda="0.068" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1349" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.069 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.069" lambda="0.069" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1350" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.061 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.061" lambda="0.061" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1351" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.060 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.060" lambda="0.06" rho="320" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1352" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.072 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.072" lambda="0.072" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1353" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.073 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.073" lambda="0.073" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1354" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.074 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.074" lambda="0.074" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1355" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.075 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.075" lambda="0.075" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1356" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.076 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.076" lambda="0.076" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1357" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.077 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.077" lambda="0.077" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1358" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.078 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.078" lambda="0.078" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1359" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.079 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.079" lambda="0.079" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1360" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.071 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.071" lambda="0.071" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1361" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.070 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.070" lambda="0.07" rho="400" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1362" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.082 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.082" lambda="0.082" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1363" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.083 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.083" lambda="0.083" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1364" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.084 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.084" lambda="0.084" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1365" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.085 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.085" lambda="0.085" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1366" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.086 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.086" lambda="0.086" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1367" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.087 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.087" lambda="0.087" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1368" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.088 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.088" lambda="0.088" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1369" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.089 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.089" lambda="0.089" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1370" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.081 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.081" lambda="0.081" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1371" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.080 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.080" lambda="0.08" rho="450" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1372" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.092 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.092" lambda="0.092" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1373" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.093 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.093" lambda="0.093" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1374" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.094 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.094" lambda="0.094" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1375" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.095 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.095" lambda="0.095" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1376" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.096 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.096" lambda="0.096" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1377" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.097 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.097" lambda="0.097" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1378" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.098 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.098" lambda="0.098" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1379" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.099 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.099" lambda="0.099" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1380" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.10 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.10" lambda="0.1" rho="520" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1381" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.091 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.091" lambda="0.091" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1382" category="6" name="de:Holzwolle-Platten (WW) 0.090 (T2 5.7.1)|en:Wood wool boards 0.090" lambda="0.09" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.1, Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168 - Holzwolle-Platten" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1383" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.032 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.032" lambda="0.032" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1384" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.033 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.033" lambda="0.033" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1385" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.034 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.034" lambda="0.034" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1386" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.035 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.035" lambda="0.035" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1387" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.036 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.036" lambda="0.036" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1388" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.037 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.037" lambda="0.037" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1389" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.038 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.038" lambda="0.038" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1390" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.039 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.039" lambda="0.039" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1391" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.031 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.031" lambda="0.031" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1392" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.030 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.030" lambda="0.03" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1393" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.042 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.042" lambda="0.042" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1394" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.043 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.043" lambda="0.043" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1395" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.044 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.044" lambda="0.044" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1396" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.045 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.045" lambda="0.045" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1397" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.046 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.046" lambda="0.046" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1398" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.047 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.047" lambda="0.047" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1399" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.048 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.048" lambda="0.048" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1400" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.049 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.049" lambda="0.049" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1401" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.041 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.041" lambda="0.041" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1402" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.040 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.040" lambda="0.04" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1403" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit EPS 0.050 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with EPS 0.050" lambda="0.05" rho="100" cT="2000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1404" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.032 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.032" lambda="0.032" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1405" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.033 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.033" lambda="0.033" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1406" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.034 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.034" lambda="0.034" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1407" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.035 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.035" lambda="0.035" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1408" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.036 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.036" lambda="0.036" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1409" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.037 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.037" lambda="0.037" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1410" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.038 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.038" lambda="0.038" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1411" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.039 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.039" lambda="0.039" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1412" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.031 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.031" lambda="0.031" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1413" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.030 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.030" lambda="0.03" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1414" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.042 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.042" lambda="0.042" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1415" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.043 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.043" lambda="0.043" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1416" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.044 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.044" lambda="0.044" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1417" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.045 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.045" lambda="0.045" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1418" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.046 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.046" lambda="0.046" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1419" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.047 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.047" lambda="0.047" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1420" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.048 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.048" lambda="0.048" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1421" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.049 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.049" lambda="0.049" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1422" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.041 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.041" lambda="0.041" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1423" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.040 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.040" lambda="0.04" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1424" category="6" name="de:Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.050 (T2 5.7.2)|en:Wood wool multi layer boards with Miwo 0.050" lambda="0.05" rho="80" cT="1200" mu="1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1425" category="6" name="de:Holzwolledeckschicht 0.12 (T2 5.7.2)|en:Wood wool cover layer 0.12" lambda="0.12" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - Holzwolledeckschicht(en) nach DIN EN 13168" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1426" category="6" name="de:Holzwolledeckschicht 0.13 (T2 5.7.2)|en:Wood wool cover layer 0.13" lambda="0.13" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - Holzwolledeckschicht(en) nach DIN EN 13168" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1427" category="6" name="de:Holzwolledeckschicht 0.14 (T2 5.7.2)|en:Wood wool cover layer 0.14" lambda="0.14" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - Holzwolledeckschicht(en) nach DIN EN 13168" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1428" category="6" name="de:Holzwolledeckschicht 0.11 (T2 5.7.2)|en:Wood wool cover layer 0.11" lambda="0.11" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - Holzwolledeckschicht(en) nach DIN EN 13168" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1429" category="6" name="de:Holzwolledeckschicht 0.10 (T2 5.7.2)|en:Wood wool cover layer 0.10" lambda="0.1" rho="500" cT="2000" mu="2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - Holzwolledeckschicht(en) nach DIN EN 13168" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1430" category="6" name="de:Blähperlit 0.048 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.048" lambda="0.048" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1431" category="6" name="de:Blähperlit 0.049 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.049" lambda="0.049" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1432" category="6" name="de:Blähperlit 0.047 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.047" lambda="0.047" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1433" category="6" name="de:Blähperlit 0.046 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.046" lambda="0.046" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1434" category="6" name="de:Blähperlit 0.045 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.045" lambda="0.045" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1435" category="6" name="de:Blähperlit 0.052 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.052" lambda="0.052" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1436" category="6" name="de:Blähperlit 0.053 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.053" lambda="0.053" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1437" category="6" name="de:Blähperlit 0.054 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.054" lambda="0.054" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1438" category="6" name="de:Blähperlit 0.055 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.055" lambda="0.055" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1439" category="6" name="de:Blähperlit 0.056 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.056" lambda="0.056" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1440" category="6" name="de:Blähperlit 0.057 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.057" lambda="0.057" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1441" category="6" name="de:Blähperlit 0.058 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.058" lambda="0.058" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1442" category="6" name="de:Blähperlit 0.059 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.059" lambda="0.059" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1443" category="6" name="de:Blähperlit 0.051 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.051" lambda="0.051" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1444" category="6" name="de:Blähperlit 0.050 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.050" lambda="0.05" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1445" category="6" name="de:Blähperlit 0.063 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.063" lambda="0.063" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1446" category="6" name="de:Blähperlit 0.064 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.064" lambda="0.064" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1447" category="6" name="de:Blähperlit 0.065 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.065" lambda="0.065" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1448" category="6" name="de:Blähperlit 0.066 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.066" lambda="0.066" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1449" category="6" name="de:Blähperlit 0.067 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.067" lambda="0.067" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1450" category="6" name="de:Blähperlit 0.068 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.068" lambda="0.068" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1451" category="6" name="de:Blähperlit 0.069 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.069" lambda="0.069" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1452" category="6" name="de:Blähperlit 0.061 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.061" lambda="0.061" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1453" category="6" name="de:Blähperlit 0.062 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.062" lambda="0.062" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1454" category="6" name="de:Blähperlit 0.060 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.060" lambda="0.06" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1455" category="6" name="de:Blähperlit 0.070 (T2 5.8)|en:Expanded perlite 0.070" lambda="0.07" rho="150" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.8, Blähperlit (EPB) nach DIN EN 13169" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1456" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.042 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.042" lambda="0.042" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1457" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.043 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.043" lambda="0.043" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1458" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.044 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.044" lambda="0.044" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1459" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.045 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.045" lambda="0.045" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1460" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.046 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.046" lambda="0.046" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1461" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.047 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.047" lambda="0.047" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1462" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.048 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.048" lambda="0.048" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1463" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.049 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.049" lambda="0.049" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1464" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.041 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.041" lambda="0.041" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1465" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.040 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.040" lambda="0.04" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1466" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.052 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.052" lambda="0.052" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1467" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.053 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.053" lambda="0.053" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1468" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.054 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.054" lambda="0.054" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1469" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.055 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.055" lambda="0.055" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1470" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.051 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.051" lambda="0.051" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1471" category="6" name="de:Expandierter Kork 0.050 (T2 5.9)|en:Expanded cork 0.050" lambda="0.05" rho="120" cT="1800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.9, Expandierter Kork (ICB) nach DIN EN 13170" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1472" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.035 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.035" lambda="0.035" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1473" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.036 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.036" lambda="0.036" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1474" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.037 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.037" lambda="0.037" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1475" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.038 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.038" lambda="0.038" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1476" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.039 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.039" lambda="0.039" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1477" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.033 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.033" lambda="0.033" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1478" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.034 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.034" lambda="0.034" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1479" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.032 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.032" lambda="0.032" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1480" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.042 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.042" lambda="0.042" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1481" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.043 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.043" lambda="0.043" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1482" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.044 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.044" lambda="0.044" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1483" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.045 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.045" lambda="0.045" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1484" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.046 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.046" lambda="0.046" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1485" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.047 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.047" lambda="0.047" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1486" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.048 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.048" lambda="0.048" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1487" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.049 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.049" lambda="0.049" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1488" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.041 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.041" lambda="0.041" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1489" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.040 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.040" lambda="0.04" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1490" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.052 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.052" lambda="0.052" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1491" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.053 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.053" lambda="0.053" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1492" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.054 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.054" lambda="0.054" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1493" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.055 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.055" lambda="0.055" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1494" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.056 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.056" lambda="0.056" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1495" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.057 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.057" lambda="0.057" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1496" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.058 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.058" lambda="0.058" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1497" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.059 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.059" lambda="0.059" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1498" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.051 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.051" lambda="0.051" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1499" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.050 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.050" lambda="0.05" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1500" category="6" name="de:Holzfaserdämmung 0.060 (T2 5.10)|en:Wood fiber insulation 0.060" lambda="0.06" rho="50" cT="2100" mu="3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.10, Holzfaserdämmstoff (WF) nach DIN EN 13171" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1501" category="6" name="de:Wärmedämmputz T1 0.12 (T2 5.11)|en:Insulation plaster T1 0.12" lambda="0.12" rho="600" cT="800" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.11, Wärmedämmputz nach DIN EN 998-1 der Kategorie T 1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1502" category="6" name="de:Wärmedämmputz T2 0.24 (T2 5.11)|en:Insulation plaster T2 0.24" lambda="0.24" rho="1000" cT="900" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.11, Wärmedämmputz nach DIN EN 998-1 der Kategorie T 2" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1503" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.022 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.022" lambda="0.022" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1504" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.023 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.023" lambda="0.023" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1505" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.024 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.024" lambda="0.024" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1506" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.025 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.025" lambda="0.025" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1507" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.026 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.026" lambda="0.026" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1508" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.027 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.027" lambda="0.027" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1509" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.028 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.028" lambda="0.028" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1510" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.029 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.029" lambda="0.029" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1511" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.021 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.021" lambda="0.021" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1512" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.020 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.020" lambda="0.02" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1513" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.033 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.033" lambda="0.033" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1514" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.034 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.034" lambda="0.034" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1515" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.035 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.035" lambda="0.035" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1516" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.036 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.036" lambda="0.036" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1517" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.037 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.037" lambda="0.037" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1518" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.038 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.038" lambda="0.038" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1519" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.039 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.039" lambda="0.039" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1520" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.031 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.031" lambda="0.031" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1521" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.032 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.032" lambda="0.032" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1522" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.030 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.030" lambda="0.03" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1523" category="6" name="de:PUR oder PIR Spritzschaum 0.040 (T2 5.12)|en:PUR or PIR spray foam 0.040" lambda="0.04" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.12, Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum nach DIN EN 14315-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1524" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.042 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.042" lambda="0.042" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1525" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.043 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.043" lambda="0.043" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1526" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.044 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.044" lambda="0.044" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1527" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.045 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.045" lambda="0.045" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1528" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.046 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.046" lambda="0.046" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1529" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.047 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.047" lambda="0.047" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1530" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.048 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.048" lambda="0.048" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1531" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.049 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.049" lambda="0.049" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1532" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.041 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.041" lambda="0.041" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1533" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.040 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.040" lambda="0.04" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1534" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.052 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.052" lambda="0.052" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1535" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.053 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.053" lambda="0.053" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1536" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.054 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.054" lambda="0.054" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1537" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.055 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.055" lambda="0.055" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1538" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.056 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.056" lambda="0.056" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1539" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.057 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.057" lambda="0.057" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1540" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.058 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.058" lambda="0.058" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1541" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.059 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.059" lambda="0.059" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1542" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.051 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.051" lambda="0.051" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1543" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.050 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.050" lambda="0.05" rho="150" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1544" category="6" name="de:Produkte aus expandiertem Perlite 0.060 (T2 5.13)|en:Products from expanded perlite 0.060" lambda="0.06" rho="170" cT="900" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1545" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.022 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.022" lambda="0.022" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1546" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.023 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.023" lambda="0.023" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1547" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.024 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.024" lambda="0.024" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1548" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.025 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.025" lambda="0.025" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1549" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.026 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.026" lambda="0.026" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1550" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.027 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.027" lambda="0.027" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1551" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.028 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.028" lambda="0.028" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1552" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.029 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.029" lambda="0.029" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1553" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.021 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.021" lambda="0.021" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1554" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.020 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.020" lambda="0.02" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1555" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.032 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.032" lambda="0.032" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1556" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.033 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.033" lambda="0.033" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1557" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.034 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.034" lambda="0.034" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1558" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.035 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.035" lambda="0.035" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1559" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.036 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.036" lambda="0.036" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1560" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.037 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.037" lambda="0.037" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1561" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.038 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.038" lambda="0.038" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1562" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.039 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.039" lambda="0.039" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1563" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.031 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.031" lambda="0.031" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1564" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.030 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.030" lambda="0.03" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1565" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.042 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.042" lambda="0.042" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1566" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.043 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.043" lambda="0.043" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1567" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.044 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.044" lambda="0.044" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1568" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.045 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.045" lambda="0.045" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1569" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.047 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.047" lambda="0.047" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1570" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.046 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.046" lambda="0.046" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1571" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.041 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.041" lambda="0.041" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1572" category="6" name="de:Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.040 (T2 5.14)|en:Sandwich elements with metal sheetings 0.040" lambda="0.04" rho="150" cT="1400" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle." source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1573" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.092 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.092" lambda="0.092" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1574" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.093 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.093" lambda="0.093" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1575" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.094 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.094" lambda="0.094" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1576" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.095 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.095" lambda="0.095" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1577" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.096 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.096" lambda="0.096" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1578" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.097 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.097" lambda="0.097" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1579" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.098 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.098" lambda="0.098" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1580" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.099 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.099" lambda="0.099" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1581" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.091 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.091" lambda="0.091" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1582" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.090 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.090" lambda="0.09" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1583" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.120 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.120" lambda="0.12" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1584" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.130 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.130" lambda="0.13" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1585" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.110 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.110" lambda="0.11" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1586" category="6" name="de:Dämmung mit Blähton vor Ort hergestellt 0.100 (T2 5.15)|en:Insulation with expanded clay in-situ produced 0.100" lambda="0.1" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.15, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) nach DIN EN 14063-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1587" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.054 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.054" lambda="0.054" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1588" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.055 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.055" lambda="0.055" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1589" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.056 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.056" lambda="0.056" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1590" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.057 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.057" lambda="0.057" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1591" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.058 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.058" lambda="0.058" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1592" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.059 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.059" lambda="0.059" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1593" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.053 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.053" lambda="0.053" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1594" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.052 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.052" lambda="0.052" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1595" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.062 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.062" lambda="0.062" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1596" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.063 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.063" lambda="0.063" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1597" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.064 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.064" lambda="0.064" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1598" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.065 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.065" lambda="0.065" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1599" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.066 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.066" lambda="0.066" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1600" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.067 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.067" lambda="0.067" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1601" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.068 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.068" lambda="0.068" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1602" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.069 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.069" lambda="0.069" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1603" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.061 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.061" lambda="0.061" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1604" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.060 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.060" lambda="0.06" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1605" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.072 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.072" lambda="0.072" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1606" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.073 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.073" lambda="0.073" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1607" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.074 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.074" lambda="0.074" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1608" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.075 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.075" lambda="0.075" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1609" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.076 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.076" lambda="0.076" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1610" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.077 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.077" lambda="0.077" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1611" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.078 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.078" lambda="0.078" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1612" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.079 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.079" lambda="0.079" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1613" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.071 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.071" lambda="0.071" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1614" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.070 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.070" lambda="0.07" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1615" category="6" name="de:Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.080 (T2 5.16)|en:Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.080" lambda="0.08" rho="350" cT="800" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1616" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.032 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.032" lambda="0.032" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1617" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.034 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.034" lambda="0.034" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1618" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.035 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.035" lambda="0.035" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1619" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.036 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.036" lambda="0.036" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1620" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.037 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.037" lambda="0.037" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1621" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.038 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.038" lambda="0.038" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1622" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.039 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.039" lambda="0.039" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1623" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.033 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.033" lambda="0.033" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1624" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.042 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.042" lambda="0.042" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1625" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.043 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.043" lambda="0.043" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1626" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.044 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.044" lambda="0.044" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1627" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.045 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.045" lambda="0.045" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1628" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.046 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.046" lambda="0.046" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1629" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.047 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.047" lambda="0.047" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1630" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.048 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.048" lambda="0.048" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1631" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.049 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.049" lambda="0.049" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1632" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.041 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.041" lambda="0.041" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1633" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.040 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.040" lambda="0.04" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1634" category="6" name="de:Dämmung mit Mineralwolle vor Ort hergestellt 0.050 (T2 5.17)|en:Insulation with mineral wool in-situ produced 0.050" lambda="0.05" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.17, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 14064-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.17, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of mineral wool (MW) according to DIN EN 14064-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1635" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.037 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.037" lambda="0.037" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1636" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.038 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.038" lambda="0.038" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1637" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.039 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.039" lambda="0.039" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1638" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.036 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.036" lambda="0.036" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1639" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.035 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.035" lambda="0.035" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1640" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.042 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.042" lambda="0.042" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1641" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.043 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.043" lambda="0.043" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1642" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.044 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.044" lambda="0.044" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1643" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.045 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.045" lambda="0.045" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1644" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.046 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.046" lambda="0.046" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1645" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.047 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.047" lambda="0.047" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1646" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.048 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.048" lambda="0.048" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1647" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.049 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.049" lambda="0.049" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1648" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.041 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.041" lambda="0.041" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1649" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.040 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.040" lambda="0.04" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1650" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.051 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.051" lambda="0.051" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1651" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.052 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.052" lambda="0.052" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1652" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.053 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.053" lambda="0.053" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1653" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.054 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.054" lambda="0.054" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1654" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.055 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.055" lambda="0.055" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1655" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.056 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.056" lambda="0.056" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1656" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.057 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.057" lambda="0.057" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1657" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.058 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.058" lambda="0.058" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1658" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.059 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.059" lambda="0.059" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1659" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.050 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.050" lambda="0.05" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1660" category="6" name="de:Polyethylenschaum 0.060 (T2 5.18)|en:Polyethylene foam 0.060" lambda="0.06" rho="100" cT="950" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1661" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.022 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.022" lambda="0.022" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1662" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.023 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.023" lambda="0.023" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1663" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.024 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.024" lambda="0.024" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1664" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.025 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.025" lambda="0.025" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1665" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.026 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.026" lambda="0.026" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1666" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.027 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.027" lambda="0.027" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1667" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.028 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.028" lambda="0.028" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1668" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.029 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.029" lambda="0.029" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1669" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.021 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.021" lambda="0.021" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1670" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.020 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.020" lambda="0.02" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1671" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.032 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.032" lambda="0.032" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1672" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.033 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.033" lambda="0.033" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1673" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.034 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.034" lambda="0.034" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1674" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.035 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.035" lambda="0.035" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1675" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.036 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.036" lambda="0.036" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1676" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.037 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.037" lambda="0.037" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1677" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.038 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.038" lambda="0.038" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1678" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.039 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.039" lambda="0.039" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1679" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.031 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.031" lambda="0.031" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1680" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.030 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.030" lambda="0.03" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1681" category="6" name="de:PUR oder PIR Schaum, dispensierter Spritzschaum 0.040 (T2 5.19)|en:PUR or PIR foam, dispensed spray foam 0.040" lambda="0.04" rho="50" cT="2100" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.19, An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach DIN EN 14318-1|en:DIN 4108-4 Table 2 Line 5.19, Thermal insulation material manufactured at the point of use from dispensed polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) rigid foam according to DIN EN 14318-1" source="de:Literatur DIN 4108-4|en:Literature DIN 4108-4" producer="" productID=""/>
    <Material id="1683" category="5" name="de:Beton mittlere Dichte 2000 (T1 2.1)|en:Concrete medium density 2000" lambda="1.35" rho="2000" cT="1000" mu="100" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 2.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1684" category="5" name="de:Beton mittlere Dichte 1800 (T1 2.1)|en:Concrete medium density 1800" lambda="1.15" rho="1800" cT="1000" mu="100" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 2.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1685" category="5" name="de:Beton mittlere Dichte 2200 (T1 2.1)|en:Concrete medium density 2200" lambda="1.65" rho="2200" cT="1000" mu="120" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 2.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1686" category="5" name="de:Beton hohe Dichte 2400 (T1 2.1)|en:Concrete high density 2400" lambda="2" rho="2400" cT="1000" mu="130" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 2.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1687" category="5" name="de:Beton armiert (1% Stahl) 2300 (T1 2.1)|en:Concrete reinforced (1% steel) 2300" lambda="2.3" rho="2300" cT="1000" mu="130" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 2.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1688" category="5" name="de:Beton armiert (2% Stahl) 2400 (T1 2.1)|en:Concrete reinforced (2% steel) 2400" lambda="2.5" rho="2400" cT="1000" mu="130" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 2.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1689" category="8" name="de:Nutzholz 450 (T1 6)|en:Timber 450" lambda="0.12" rho="450" cT="1600" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1690" category="8" name="de:Nutzholz 700 (T1 6)|en:Timber 700" lambda="0.18" rho="700" cT="1600" mu="200" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1691" category="8" name="de:Nutzholz 500 (T1 6)|en:Timber 500" lambda="0.13" rho="500" cT="1600" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1692" category="7" name="de:Sperrholz 700 (T1 6)|en:Plywood 700" lambda="0.17" rho="700" cT="1600" mu="220" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1693" category="7" name="de:Sperrholz 1000 (T1 6)|en:Plywood 1000" lambda="0.24" rho="1000" cT="1600" mu="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1694" category="7" name="de:Spanplatte zementgebunden 1200 (T1 6)|en:cement-bonded particleboard 1200" lambda="0.23" rho="1200" cT="1500" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1695" category="7" name="de:Sperrholz 500 (T1 6)|en:Plywood 500" lambda="0.13" rho="500" cT="1600" mu="200" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1696" category="7" name="de:Sperrholz 300 (T1 6)|en:Plywood 300" lambda="0.09" rho="300" cT="1600" mu="150" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1697" category="7" name="de:Spanplatte 900 (T1 6)|en:Chipboard 900" lambda="0.18" rho="900" cT="1700" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1698" category="7" name="de:Spanplatte 600 (T1 6)|en:Chipboard 600" lambda="0.14" rho="600" cT="1700" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1699" category="7" name="de:Spanplatte 300 (T1 6)|en:Chipboard 300" lambda="0.1" rho="300" cT="1700" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1700" category="7" name="de:OSB-Platten (T1 6)|en:OSB boards" lambda="0.13" rho="650" cT="1700" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1701" category="7" name="de:Holzfaserplatten mit MDF 250 (T1 6)|en:Wood fibre boards including MDF 250" lambda="0.07" rho="250" cT="1700" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1702" category="7" name="de:Holzfaserplatten mit MDF 600 (T1 6)|en:Wood fibre boards including MDF 600" lambda="0.14" rho="600" cT="1700" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1703" category="7" name="de:Holzfaserplatten mit MDF 800 (T1 6)|en:Wood fibre boards including MDF 800" lambda="0.18" rho="800" cT="1700" mu="30" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1704" category="7" name="de:Holzfaserplatten mit MDF 400 (T1 6)|en:Wood fibre boards including MDF 400" lambda="0.1" rho="400" cT="1700" mu="10" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1705" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Unterlagen (T1 7.1)|en:Floor coverings - underlays" lambda="0.1" rho="270" cT="1400" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3;Unterlagen, poröser Gummi oder Kunststoff|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1706" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Filzunterlage (T1 7.1)|en:Floor coverings - felt pad" lambda="0.05" rho="120" cT="1300" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1707" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Wollunterlage (T1 7.1)|en:Floor coverings - wool pad" lambda="0.06" rho="200" cT="1300" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1708" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Korkunterlage (T1 7.1)|en:Floor coverings - cork pad" lambda="0.05" rho="200" cT="1500" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1709" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Korkfliesen (T1 7.1)|en:Floor coverings - cork tiles" lambda="0.065" rho="400" cT="1500" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1710" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Teppich (T1 7.1)|en:Floor coverings - carpet" lambda="0.06" rho="200" cT="1300" mu="5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1711" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Linoleum (T1 7.1)|en:Floor coverings - linoleum" lambda="0.17" rho="1200" cT="1400" mu="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1712" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Kunststoff (T1 7.1)|en:Floor coverings - plastic" lambda="0.25" rho="1700" cT="1400" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1713" category="12" name="de:Fußbodenbeläge - Gummi (T1 7.1)|en:Floor coverings - rubber" lambda="0.17" rho="1200" cT="1400" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.1 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.1 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1714" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Silicon ohne Füllstoff (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - Silicone without filler" lambda="0.35" rho="1200" cT="1000" mu="5000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1715" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Siliconschaum (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - Silicone foam" lambda="0.12" rho="750" cT="1000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1716" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Urethan/Polyurethan (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - Polyurethane" lambda="0.21" rho="1300" cT="1800" mu="60" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1717" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Weich-PVC (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - soft PVC" lambda="0.14" rho="1200" cT="1000" mu="100000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3; mit 40% Weichmacher|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1718" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Elastomerschaum (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - Elastomer foam" lambda="0.05" rho="60" cT="1500" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1719" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Polyurethanschaum (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - Polyurethane foam" lambda="0.05" rho="70" cT="1500" mu="60" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1720" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Polyethylenschaum (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - polyethylene foam" lambda="0.05" rho="70" cT="2300" mu="100" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1721" category="12" name="de:Abdichtungsstoffe - Silicon mit Füllstoff (T1 7.2)|en:Waterproofing materials - Silicone with filler" lambda="0.5" rho="1450" cT="1000" mu="5000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 7.2 verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 7.2 refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1722" category="11" name="de:Dachziegel aus Ton (T1 8.2)|en:Clay roof tiles" lambda="1" rho="2000" cT="800" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.2 (Fliesen, Keramik, Porzellan) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.2 (Tiles, ceramics, porcelain) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1723" category="11" name="de:Keramikplatten (T1 8.2)|en:Ceramic tiles" lambda="1.3" rho="2300" cT="840" mu="1e+06" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.2 (Fliesen, Keramik, Porzellan) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.2 (Tiles, ceramics, porcelain) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1724" category="11" name="de:Kunststoffplatten (T1 8.2)|en:Plastic tiles" lambda="0.2" rho="1000" cT="1000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.2 (Fliesen, Keramik, Porzellan) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.2 (Tiles, ceramics, porcelain) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1725" category="11" name="de:Dachziegel aus Beton (T1 8.2)|en:Concrete roof tiles" lambda="1.5" rho="2100" cT="1000" mu="100" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.2 (Fliesen, Keramik, Porzellan) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.2 (Tiles, ceramics, porcelain) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1726" category="13" name="de:Glasmosaik (T1 8.3)|en:Glass mosaic" lambda="1.2" rho="2000" cT="750" mu="1e+06" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.3 (Glas) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.3 (Glass) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1727" category="13" name="de:Quarzglas (T1 8.3)|en:Quartz glass" lambda="1.4" rho="2200" cT="750" mu="1e+06" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.3 (Glas) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.3 (Glass) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1728" category="13" name="de:Natronglas (T1 8.3)|en:Sodium glass" lambda="1" rho="2500" cT="750" mu="1e+06" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.3 (Glas) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.3 (Glass) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1729" category="4" name="de:leichter Sediment-Naturstein (T1 8.4)|en:Light sediment natural stone" lambda="0.85" rho="1500" cT="1000" mu="30" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1730" category="4" name="de:poröses Gestein, z.B. Lava (T1 8.4)|en:Porous rock, e.g. lava" lambda="0.55" rho="1600" cT="1000" mu="20" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1731" category="4" name="de:Basalt (T1 8.4)|en:Basalt" lambda="3.5" rho="2700" cT="1000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1732" category="4" name="de:Gneis (T1 8.4)|en:Gneiss" lambda="3.5" rho="2400" cT="1000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1733" category="4" name="de:Granit (T1 8.4)|en:Granite" lambda="2.8" rho="2500" cT="1000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1734" category="4" name="de:Marmor (T1 8.4)|en:Marble" lambda="3.5" rho="2800" cT="1000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1735" category="4" name="de:Schiefer (T1 8.4)|en:Slate" lambda="2.2" rho="2000" cT="1000" mu="1000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1736" category="4" name="de:Kalkstein, extra weich (T1 8.4)|en:Limestone, extra soft" lambda="0.85" rho="1600" cT="1000" mu="30" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1737" category="4" name="de:Kalkstein, weich (T1 8.4)|en:Limestone, soft" lambda="1.1" rho="1800" cT="1000" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1738" category="4" name="de:Kalkstein, mittelhart (T1 8.4)|en:Limestone, medium hard" lambda="1.4" rho="2000" cT="1000" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1739" category="4" name="de:Kalkstein, hart (T1 8.4)|en:Limestone, hard" lambda="1.7" rho="2200" cT="1000" mu="200" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1740" category="4" name="de:Kalkstein, extra hart (T1 8.4)|en:Limestone, extra hard" lambda="2.3" rho="2600" cT="1000" mu="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1741" category="4" name="de:Sandstein (Quarzit) (T1 8.4)|en:sandstone" lambda="2.3" rho="2600" cT="1000" mu="40" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1742" category="4" name="de:Naturbims (T1 8.4)|en:Natural pumice" lambda="0.12" rho="400" cT="1000" mu="8" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1743" category="4" name="de:Kunststein (T1 8.4)|en:Artificial stone" lambda="1.3" rho="1750" cT="1000" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1744" category="4" name="de:Sediment-Naturstein (T1 8.4)|en:Sediment natural stone" lambda="2.3" rho="2600" cT="1000" mu="250" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1745" category="4" name="de:Kristalliner Naturstein (T1 8.4)|en:Crystalline natural stone" lambda="3.5" rho="2800" cT="1000" mu="10000" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.4 (Natursteine) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.4 (Natural stones) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1746" category="10" name="de:Sand und Kies (T1 8.6)|en:Sand and Gravel" lambda="2" rho="1700" cT="1180" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.6 (Böden, naturfeucht) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.6 (Soils, naturally damp) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1747" category="10" name="de:Sand und Kies (T1 8.6)|en:Sand and Gravel" lambda="2" rho="2200" cT="910" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.6 (Böden, naturfeucht) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.6 (Soils, naturally damp) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1748" category="10" name="de:Ton, Schlick oder Schlamm (T1 8.6)|en:Clay, silt or mud" lambda="1.5" rho="1800" cT="1670" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.6 (Böden, naturfeucht) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.6 (Soils, naturally damp) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1749" category="10" name="de:Ton, Schlick oder Schlamm (T1 8.6)|en:Clay, silt or mud" lambda="1.5" rho="1200" cT="2500" mu="50" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.6 (Böden, naturfeucht) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.6 (Soils, naturally damp) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1750" category="13" name="de:Aluminiumlegierungen (T1 8.8)|en:Aluminium alloys" lambda="160" rho="2800" cT="880" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1751" category="13" name="de:Messing (T1 8.8)|en:Brass" lambda="120" rho="8400" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1752" category="13" name="de:Kupfer (T1 8.8)|en:Copper" lambda="380" rho="8900" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1753" category="13" name="de:Gusseisen (T1 8.8)|en:Cast iron" lambda="50" rho="7500" cT="450" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1754" category="13" name="de:Blei (T1 8.8)|en:Lead" lambda="35" rho="11300" cT="130" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1755" category="13" name="de:Stahl (T1 8.8)|en:Steel" lambda="50" rho="7800" cT="450" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1756" category="13" name="de:Edelstahl, austenitisch (T1 8.8)|en:Stainless steel, austenitic" lambda="17" rho="7900" cT="500" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3; nichtrostender Stahl, austenitisch oder austenitisch-ferritisch|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3; Stainless steel , austenitic or austenitic-ferritic" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1757" category="13" name="de:Edelstahl, ferritisch (T1 8.8)|en:Stainless steel, ferritic" lambda="30" rho="7900" cT="460" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3; nichtrostender Stahl, ferritisch oder martensitisch|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3; Stainless steel, ferritic or martensitic" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1758" category="13" name="de:Zink (T1 8.8)|en:Zinc" lambda="110" rho="7200" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1759" category="13" name="de:Bronze (T1 8.8)|en:Bronze" lambda="65" rho="8700" cT="380" mu="0" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.8 (Metalle) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3|en:DIN 4108-4 Table 1 Line 8.8 (Metals) refers to ISO 10456 Table 3" source="de:Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465|en:Literature DIN 4108-4 and ISO 10456" producer="" productID=""/>
    <Material id="1760" category="2" name="de:eco 71 Innnendämmung|en:eco 71 inside insulation" lambda="0.0403" rho="100" cT="900" mu="3.3" w80="7.1" wsat="650" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:maxit eco 71 ist eine spritzbare Innendämmung auf der Basis von Zement und Mikrohohlglaskugeln. Der Putz entspricht der Mörtelgruppe P III nach DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS I nach DIN EN 998-1" source="de:Literatur, maxit Datenblatt|en:Literature, maxit data sheet" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH" productID=""/>
    <Material id="1761" category="2" name="de:eco 72 Außendämmung|en:eco 72 outside insulation" lambda="0.0403" rho="140" cT="900" mu="4.4" w80="2.8" wsat="550" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:maxit eco 72 Spritzbare Außendämmung auf der Basis von Zement und Mikrohohlglaskugeln.;maxit eco 72 ist ein Putz der Mörtelgruppe P III und der Festigkeitsklasse CS I nach DIN EN 998-1." source="de:Literatur, maxit Datenblatt|en:Literature, maxit data sheet" producer="de:maxit Baustoffwerke GmbH|en:maxit Baustoffwerke GmbH|it:maxit Baustoffwerke GmbH" productID=""/>
    <Material id="1762" category="6" name="de:Holzfaserplatte innen|en:Wood Fibre Board indoor|it:Pannello in fibra di legno per interni" lambda="0.04" rho="119.143" cT="1000" mu="1.1" w80="12.7279" wsat="590.3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Verputzbare Holzfaser-Dämmplatte ROOM 140 für den Innenwandbereich. Die ROOM 140 kann auf Mauerwerk, Massivholzwänden und Holzständerungen mit vollflächiger Beplankung (z.B. OSB) befestigt werden.|en:Wood Fibre Board ROOM 140 (possible to plaster) for indoor. The ROOM 140 can be attached to masonry, massive timber walls or wood frame workwith all-over panelling.|it:Pannello isolante in fibra di legno ROOM 140 per muri d'interno. Il ROOM 140 può essere fissato su mattoni, pareti in legno massiccio e costruzioni in ossatura di legno con pannelli di legno (p.e. OSB)." source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator Version 1.0.3.9|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator versione 1.0.3.9" producer="de:best wood SCHNEIDER® GmbH|en:best wood SCHNEIDER® GmbH|it:best wood SCHNEIDER® GmbH" productID="de:Room 140|en:Room 140|it:Room 140"/>
    <Material id="1763" category="12" name="de:BARRIER ALU NET SD1500|en:BARRIER ALU NET SD1500|it:BARRIER ALU NET SD1500" lambda="0.39" rho="200" cT="1700" mu="3.52123e+06" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Material Typ|en:Material Type" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1764" category="12" name="de:BARRIER NET SD40|en:BARRIER NET SD40|it:BARRIER NET SD40" lambda="0.4" rho="110" cT="1800" mu="43800" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1765" category="12" name="de:CLIMA CONTROL 80|en:CLIMA CONTROL 80|it:CLIMA CONTROL 80" lambda="0.2" rho="80" cT="1700" mu="4200" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="en:Eurac Research - Hygrothermal Testing Lab|it:Eurac Research - Hygrothermal Testing Lab" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1766" category="12" name="de:CLIMA CONTROL NET 160|en:CLIMA CONTROL NET 160|it:CLIMA CONTROL NET 160" lambda="0.3" rho="160" cT="1800" mu="3460" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research - Hygrothermal Testing Lab|en:Eurac Research - Hygrothermal Testing Lab|it:Eurac Research - Hygrothermal Testing Lab" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1767" category="12" name="de:TRASPIR 110|en:TRASPIR 110|it:TRASPIR 110" lambda="0.3" rho="112" cT="1800" mu="32.3" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1768" category="12" name="de:TRASPIR 150|en:TRASPIR 150|it:TRASPIR 150" lambda="0.3" rho="150" cT="1800" mu="18" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1769" category="12" name="de:TRASPIR DACH 150|en:TRASPIR DACH 150|it:TRASPIR DACH 150" lambda="0.3" rho="150" cT="1800" mu="18" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Holz Technic|en:Holz Technic|it:Holz Technic" productID=""/>
    <Material id="1770" category="12" name="de:TRASPIR DACH MONO 160|en:TRASPIR DACH MONO 160|it:TRASPIR DACH MONO 160" lambda="0.4" rho="160" cT="1800" mu="150" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Holz Technic|en:Holz Technic|it:Holz Technic" productID=""/>
    <Material id="1771" category="12" name="de:TRASPIR EVO 160|en:TRASPIR EVO 160|it:TRASPIR EVO 160" lambda="0.4" rho="160" cT="1800" mu="150" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1772" category="12" name="de:TRASPIR EVO 220|en:TRASPIR EVO 220|it:TRASPIR EVO 220" lambda="0.3" rho="220" cT="1800" mu="238" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1773" category="12" name="de:TRASPIR EVO 300|en:TRASPIR EVO 300|it:TRASPIR EVO 300" lambda="0.3" rho="300" cT="1800" mu="37" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1774" category="12" name="de:TRASPIR EVO UV 210|en:TRASPIR EVO UV 210|it:TRASPIR EVO UV 210" lambda="0.3" rho="210" cT="1800" mu="40" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1775" category="12" name="de:TRASPIR WAND 110|en:TRASPIR WAND 110|it:TRASPIR WAND 110" lambda="0.3" rho="112" cT="1800" mu="32.3" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Holz Technic|en:Holz Technic|it:Holz Technic" productID=""/>
    <Material id="1776" category="12" name="de:TRASPIR WELD EVO 360|en:TRASPIR WELD EVO 360|it:TRASPIR WELD EVO 360" lambda="0.4" rho="360" cT="1800" mu="241" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1777" category="12" name="de:VAPOR 150|en:VAPOR 150|it:VAPOR 150" lambda="0.3" rho="150" cT="1800" mu="13807" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1778" category="12" name="de:VAPOR IN 120|en:VAPOR IN 120|it:VAPOR IN 120" lambda="0.3" rho="120" cT="1800" mu="30560" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Rotho Blaas srl|en:Rotho Blaas srl|it:Rotho Blaas srl" productID=""/>
    <Material id="1779" category="12" name="de:VAPOR INNEN 120|en:VAPOR INNEN 120|it:VAPOR INNEN 120" lambda="0.3" rho="120" cT="1800" mu="30560" w80="0.0485" wsat="2.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Materialtyp|en:Material Type|it:Tipo di Materiale" source="de:Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht)|en:Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report)|it:Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)" producer="de:Holz Technic|en:Holz Technic|it:Holz Technic" productID=""/>
    <Material id="1780" category="6" name="de:Klimaplatte WF (ab 2015)|en:Climate board WF (from 2015)" lambda="0.059" rho="186.85" cT="1100" mu="2.73857" w80="7.28382" wsat="928.808" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Calciumsilikatplatte ab 2016, diffusionsoffene und kapillaraktive Platte für Innendämmung|en:Calcium silicate board from 2016, diffusion-open and capillary-active board for interior insulation" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator2|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator2" producer="de:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH|en:Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH" productID="de:Klimaplatte"/>
    <Material id="1781" category="3" name="de:Mauerziegel MZ16|en:Brick MZ16" lambda="0.665678" rho="1737.35" cT="918.642" mu="41.9738" w80="27.2127" wsat="298.999" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:IBK, TU Dresden|en:IBK, TU Dresden" producer="de:Ziegelwerk Freital EDER GmbH|en:Ziegelwerk Freital EDER GmbH|fr:Ziegelwerk Freital EDER GmbH" productID=""/>
    <Material id="1782" category="3" name="de:Mauerziegel MZ18|en:Brick MZ18" lambda="0.623" rho="1679.21" cT="994.65" mu="23.5948" w80="21.4258" wsat="330.099" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="" producer="de:Ziegelwerk Freital EDER GmbH|en:Ziegelwerk Freital EDER GmbH" productID=""/>
    <Material id="1783" category="2" name="de:Calciumsilikat Kleber|en:Calciumsilicate insulation board glue mortar" lambda="0.814" rho="1491.34" cT="1005.18" mu="37.7706" w80="65.6137" wsat="412.275" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="" producer="de:SCHOMBURG GmbH &amp; Co. KG|en:SCHOMBURG GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="1784" category="3" name="de:Lehmstein - Grünling|en:Clay block - greenling" lambda="0.91" rho="1801.77" cT="869.305" mu="14.8766" w80="24.6397" wsat="347.998" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Anwendungsklasse II (für Innenmauerwerk). Dieser Lehmstein ist ein so genannter Grünling. Bei hoher Feuchte besteht die Gefahr der Zersetzung. Für die Feuchtespeicherung wurde die Adsorption verwendet. Wärmeleitfähigkeit vom Hersteller übernommen|en:application class II (for interior masonry). This is a so called &quot;Greenling&quot;. With high humidity there is a risk of decomposition. Adsorption was used for moisture storage. Thermal conductivity used from the manufacturer." source="de:TU Dresden, generiert MaterialGenerator Version 1.2.0|en:TU Dresden, generated with MaterialGenerator Version 1.2.0|it:TU Dresden, creato dal MaterialGenerator version 1.2.0" producer="de:CLAYTEC GmbH &amp; Co. KG|en:CLAYTEC GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="1785" category="3" name="de:Lehmstein schwer|en:Clay block heavy" lambda="0.91" rho="1699.93" cT="833.778" mu="14.1837" w80="41.4581" wsat="334.867" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Anwendungsklasse Ib (zugelassen für tragendes Mauerwerk). Darf nicht der Witterung ausgesetzt werden. Bei hoher Feuchte besteht die Gefahr der Zersetzung. Für die Feuchtespeicherung wurde die Adsorption verwendet. Wärmeleitfähigkeit vom Hersteller übernommen|en:Application class Ib (approved for load-bearing masonry). This is a so called &quot;Greenling&quot;. With high humidity there is a risk of decomposition. Adsorption was used for moisture storage. Thermal conductivity used from the manufacturer." source="de:TU Dresden, generiert MaterialGenerator Version 1.2.0|en:TU Dresden, generated with MaterialGenerator Version 1.2.0|it:Technische Universität Dresden, creato dal MaterialGenerator version 1.2.0" producer="de:CLAYTEC GmbH &amp; Co. KG|en:CLAYTEC GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="1786" category="2" name="de:Lehm-Mauermörtel schwer|en:Clay masonry mortar heavy" lambda="1.26" rho="1828.43" cT="801.28" mu="16.499" w80="13.0276" wsat="289.741" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Mauermörtel für (Leicht-)Lehmsteine der Anwendungsklasse I oder II. Nicht verwendbar als Putzmörtel. Als Schüttung geeignet. Für die Feuchtespeicherung wurde die Adsorption verwendet. Vom Hersteller angegebene Wärmeleitfähigkeit|en:Masonry mortar for (light) clay blocks of application class I or II. Not suitable for use as plaster mortar. Suitable as a fill. Adsorption used for moisture storage.  Thermal conductivity specified by the manufacturer" source="de:TU Dresden, generiert MaterialGenerator Version 1.2.0|en:TU Dresden, generated with MaterialGenerator Version 1.2.0|it:TU Dresden, creato dal MaterialGenerator version 1.2.0" producer="de:CLAYTEC GmbH &amp; Co. KG|en:CLAYTEC GmbH &amp; Co. KG" productID=""/>
    <Material id="1787" category="10" name="de:fS Sand|en:fS Sand" lambda="0.308302" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="11.1086" wsat="409.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1788" category="10" name="de:gS Sand|en:gS sand" lambda="0.537358" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="2.11611" wsat="376.76" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1789" category="10" name="de:Ls2 schwach sandiger Lehm|en:Ls2 slightly sandy loam" lambda="0.602832" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="153.489" wsat="414.8" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1790" category="10" name="de:Ls3 mittel sandiger Lehm|en:Ls3 medium sandy loam" lambda="0.602832" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="116.528" wsat="409.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1791" category="10" name="de:Ls4 stark sandiger Lehm|en:Ls4 strong sandy loam" lambda="0.602833" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="102.154" wsat="412.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1792" category="10" name="de:Lt2 schwach toniger Lehm|en:Lt2 slightly clayey loam" lambda="0.603304" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="174.062" wsat="438" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1793" category="10" name="de:Lt3 mittel toniger Lehm|en:Lt3 medium clayey loam" lambda="0.618084" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="219.307" wsat="453" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1794" category="10" name="de:Lts sandig-toniger Lehm|en:Lts sandy-clayey loam" lambda="0.608011" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="167.832" wsat="432.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1795" category="10" name="de:Lu schluffiger Lehm|en:Lu silty clay" lambda="0.546981" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="131.716" wsat="428.4" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1796" category="10" name="de:mS Sand|en:mS sand" lambda="0.308302" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="7.1777" wsat="388.6" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1797" category="10" name="de:Sl2 schwach lehmiger Sand|en:Sl2 slightly loamy sand" lambda="0.60283" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="27.4437" wsat="394.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1798" category="10" name="de:Sl3 mittel lehmiger Sand|en:Sl3 medium loamy sand" lambda="0.60283" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="62.6092" wsat="395.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1799" category="10" name="de:Sl4 stark lehmiger Sand|en:Sl4 strong loamy sand" lambda="0.60283" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="60.5326" wsat="410.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1800" category="10" name="de:Slu schluffig-lehmiger Sand|en:Slu silty-loamy sand" lambda="0.60283" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="68.8846" wsat="413.8" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1801" category="10" name="de:Ss reiner Sand|en:Ss pure sand" lambda="0.308302" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="7.28465" wsat="387.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1802" category="10" name="de:St2 schwach toniger Sand|en:St2 slightly clayey sand" lambda="0.308302" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="42.974" wsat="404.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1803" category="10" name="de:St3 mittel toniger Sand|en:St3 medium clayey sand" lambda="0.602834" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="99.3149" wsat="421.4" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1804" category="10" name="de:Su2 schwach schluffiger Sand|en:Su2 slightly silty sand" lambda="0.308302" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="28.3121" wsat="378.6" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1805" category="10" name="de:Su3 mittel schluffiger Sand|en:Su3 medium silty sand" lambda="0.60283" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="42.319" wsat="376.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1806" category="10" name="de:Su4 stark schluffiger Sand|en:Su4 heavily silty sand" lambda="0.60283" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="43.2253" wsat="383.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1807" category="10" name="de:Tl lehmiger Ton|en:Tl loamy clay" lambda="0.864575" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="263.975" wsat="493.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1808" category="10" name="de:Ts2 schwach sandiger Ton|en:Ts2 slightly sandy clay" lambda="0.94872" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="221.849" wsat="483.6" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1809" category="10" name="de:Ts3 mittel sandiger Ton|en:Ts3 medium sandy clay" lambda="0.634317" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="163.843" wsat="437.4" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1810" category="10" name="de:Ts4 stark sandiger Ton|en:Ts4 strong sandy clay" lambda="0.603807" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="122.981" wsat="435.5" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1811" category="10" name="de:Tt reiner Ton|en:Tt pure tone" lambda="1.66597" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="312.217" wsat="523.8" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1812" category="10" name="de:Tu2 schwach schluffiger Ton|en:Tu2 slightly silty clay" lambda="0.8009" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="270.921" wsat="497.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1813" category="10" name="de:Tu3 mittel schluffiger Ton|en:Tu3 medium silty clay" lambda="0.608691" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="207.198" wsat="458.9" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1814" category="10" name="de:Tu4 stark schluffiger Ton|en:Tu4 strong silty clay" lambda="0.603101" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="150.165" wsat="437.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1815" category="10" name="de:Uls sandig-lehmiger Schluff|en:Uls sandy-loamy silt" lambda="0.546981" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="70.8567" wsat="400.3" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1816" category="10" name="de:Us sandiger Schluff|en:Us sandy silt" lambda="0.546981" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="52.0827" wsat="394.6" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1817" category="10" name="de:Ut2 schwach toniger Schluff|en:Ut2 slightly clayey silt" lambda="0.546981" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="67.8197" wsat="400.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1818" category="10" name="de:Ut3 mittel toniger Schluff|en:Ut3 medium clayey silt" lambda="0.546981" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="73.2418" wsat="403.1" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1819" category="10" name="de:Ut4 stark toniger Schluff|en:Ut4 strongly clayey silt" lambda="0.546981" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="94.8816" wsat="416.2" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1820" category="10" name="de:Uu reiner Schluff|en:Uu pure silt" lambda="0.546981" rho="1500" cT="750" mu="7.7" w80="67.3293" wsat="403" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Hygrische Funktionen aus van-Genuchten-Parametern nach DIN 4220, mew-Wert nach Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Wärmeleitfähigkeit nach Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)|en:Hygric functions created with van-Genuchten parameters according to DIN 4220, mew-value according to Jabro et al. 2009 (10.1007/s11242-008-9267-z), Thermal conductivity according to Markert et al. 2017 (10.2136/sssaj2017.02.0062)" source="de:Hauke Hirsch, Institut für Bauklimatik, TU Dresden|en:Hauke Hirsch, Institute for Building Climatology, TU Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1821" category="6" name="de:Mineralschaum Multipor 2019|en:Mineral Foam Multipor 2019" lambda="0.04" rho="94.3" cT="835" mu="2.3127" w80="3.31194" wsat="390" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:TU Dresden, File created by MaterialGenerator2 0.4.0|en:TU Dresden, File created by MaterialGenerator2 0.4.0" producer="de:Xella Deutschland GmbH|en:Xella Deutschland GmbH" productID=""/>
    <Material id="1822" category="6" name="de:Slentex|en:Slentex|it:Slentex" lambda="0.019" rho="190.72" cT="1500" mu="3.0988" w80="5.13559" wsat="500" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:SLENTEX® ist ein einfach zu verarbeitendes und nicht brennbares Material auf Basis rein mineralischer Rohstoffe (anorganische Aerogele)." source="de:IBK, TU Dresden|en:IBK, TU Dresden|it:IBK, TU Dresden" producer="de:BASF|en:BASF|it:BASF" productID="de:Slentex|en:Slentex|it:Slentex"/>
    <Material id="1823" category="3" name="de:Altbauziegel Klosterformat|en:Old building brick monastery format" lambda="0.827954" rho="1799.34" cT="952.673" mu="13.5124" w80="1.35969" wsat="222.784" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Altbauziegel im Klosterformat, für das Forschungsprojekt NAVE verwendet" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|it:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="de:Resandes|en:Resandes|it:Resandesim Klosterformat" productID=""/>
    <Material id="1824" category="3" name="de:Altbauziegel|en:Old building brick" lambda="0.59854" rho="1698.32" cT="928.583" mu="28.3072" w80="20.39" wsat="324.047" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Altbauziegel 2 für Forschungsprojekt NAVE" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="" productID=""/>
    <Material id="1825" category="2" name="de:Außen Feinputz|en:Historic fine and exterior finishing plaster  (for outside)" lambda="0.7" rho="1722.24" cT="950" mu="5.0102" w80="13.1584" wsat="149.817" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Historisches Rezept, das heutzutage auf Baustellen immer noch Anwendung findet. Zuschlag (Sand 0-2mm)|en:Historical recipe that is still used on construction sites today. Aggregate (sand 0-2mm)" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="de:Putze Henkel|en:Putze Henkel" productID=""/>
    <Material id="1826" category="2" name="de:Fugenmörtel (für Klinker)|en:Pointing mortar" lambda="0.7" rho="1650.93" cT="950" mu="2.55262" w80="22.7635" wsat="249.061" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Historisches Rezept, das heutzutage auf Baustellen immer noch Anwendung findet. Zuschlag (Sand 0-1 mm)|en:Historical recipe that is still used on construction sites today. Aggregate (sand 0-1mm)" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="de:Putze Henkel|en:Putze Henkel" productID=""/>
    <Material id="1827" category="2" name="de:Mauermörtel / Grundputz (innen und außen)|en:Masonry mortar / undercoat plaster (inside and outside)" lambda="0.87" rho="1811.48" cT="960" mu="19.0395" w80="18.1949" wsat="176.245" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Historisches Rezept, das heutzutage auf Baustellen immer noch Anwendung findet. Zuschlag (Sand 0-4mm)|en:Historical recipe that is still used on construction sites today. Aggregate (sand 0-4mm)" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="de:Putze Henke|en:Putze Henke" productID=""/>
    <Material id="1828" category="2" name="de:Innenputz,  Oberputz|en:Finishing plaster (for inside)" lambda="0.67" rho="1646.83" cT="990" mu="3.38651" w80="5.88926" wsat="189.619" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="de:Historisches Rezept, das heutzutage auf Baustellen immer noch Anwendung findet. Zuschlag (Sand 0-1mm)|en:Historical recipe that is still used on construction sites today. Aggregate (sand 0-1mm)" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="de:Putze Henke|en:Putze Henke" productID=""/>
    <Material id="1829" category="6" name="de:Hanfbeton gewendet, 50%Trasskalk|en:Hemp concrete turned, 50% soda lime" lambda="0.062" rho="402.938" cT="827.953" mu="6.9234" w80="18.8534" wsat="567.164" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="de:Modulbau Kohlschein|en:Modulbau Kohlschein" productID=""/>
    <Material id="1830" category="6" name="de:Blähton|en:Expanded clay" lambda="0.1825" rho="741.265" cT="2049.16" mu="10.4094" w80="31.4342" wsat="160.912" HPCM="0" TPCMLow="23" comment="" source="de:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden|en:Institut für Bauklimatik, Technische Universität Dresden" producer="de:Modulbau Kohlschein|en:Modulbau Kohlschein" productID=""/>
</MaterialList>
